# Actes des 12èmes Journées Scientifiques du GDR Sciences du Bois

Eric Badel, Joseph Gril, Guy Costa

► To cite this version:

Eric Badel, Joseph Gril, Guy Costa. Actes des 12èmes Journées Scientifiques du GDR Sciences du Bois. 12èmes Journées Scientifiques du GDR Sciences du Bois. Limoges. 20-24 Novembre, 2024. hal-04398531

HAL Id: hal-04398531

https://hal.inrae.fr/hal-04398531

Submitted on 16 Jan 2024

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d'enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

Distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
# Actes des 12èmes Journées Scientifiques du GDR Sciences du Bois

Eric Badel, Joseph Gril, Guy Costa

<figure><img src="image_1.png" /></figure>

To cite this version:

Eric Badel, Joseph Gril, Guy Costa. Actes des 12èmes Journées Scientifiques du GDR Sciences du Bois. 12èmes Journées Scientifiques du GDR Sciences du Bois. Limoges. 20-24 Novembre, 2024. hal-04398531

HAL Id: hal-04398531

https://hal.inrae.fr/hal-04398531v1

Submitted on 16 Jan 2024

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d'enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

<figure><img src="image_2.png" /></figure>

Distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<figure><img src="image_2.png" /></figure>

<figure><img src="image_3.png" /></figure>

12e Journées Scientifiques

Limoges 22-24 novembre 2023

GDR
La durabilité, c'est tout
à la fois notre passé et
notre futur
SCIENCES DU BOIS

LABCiS

UFR 12722

Laboratoire des Agroressources, Biomolecules
et Chimie pour l'Innovation en Santé

<figure><img src="image_4.png" /></figure>

<figure><img src="image_5.png" /></figure>

<figure><img src="image_6.png" /></figure>

Groupement
de recherche

Sciences du bois

Actes

Coordination et édition: Eric Badel (PIAF), Joseph Gril (Institut Pascal), Guy Costa (LABCiS)
<figure><img src="image_3.png" /></figure>

<figure><img src="image_4.png" /></figure>

12e Journées Scientifiques

Limoges 22-24 novembre 2023

GDR
La durabilité, c'est tout
à la fois notre passé et
notre futur
SCIENCES DU BOIS

LABCiS

UFR 3544

Laboratoire des Agroressources, Biomolecules
et Chimie pour l'Innovation en Santé

<figure><img src="image_5.png" /></figure>

<figure><img src="image_6.png" /></figure>

<figure><img src="image_7.png" /></figure>

Groupement
de recherche

Sciences du bois

Actes

Coordination et édition: Eric Badel (PIAF), Joseph Gril (Institut Pascal), Guy Costa (LABCiS)
Table des matières

<table><tr><td>Éditorial</td><td>3</td></tr><tr><td>Comités</td><td>4</td></tr><tr><td>Soutiens et sponsors</td><td>5</td></tr><tr><td>Programme des Journées</td><td>7</td></tr><tr><td>Groupes de travail</td><td>10</td></tr><tr><td>Visites</td><td>16</td></tr><tr><td>Présentations orales invitées</td><td>17</td></tr><tr><td>Posters / présentations flash</td><td>41</td></tr><tr><td>Liste des participants</td><td>358</td></tr></table>
Table des matières

<table><tr><td>Éditorial</td><td>3</td></tr><tr><td>Comités</td><td>4</td></tr><tr><td>Soutiens et sponsors</td><td>5</td></tr><tr><td>Programme des Journées</td><td>7</td></tr><tr><td>Groupes de travail</td><td>10</td></tr><tr><td>Visites</td><td>16</td></tr><tr><td>Présentations orales invitées</td><td>17</td></tr><tr><td>Posters / présentations flash</td><td>41</td></tr><tr><td>Liste des participants</td><td>358</td></tr></table>
# Éditorial

Depuis sa première édition en 2012, cet événement est organisé tous les ans dans un nouveau campus, et est une opportunité pour ses participants de découvrir les différents sites nationaux de recherche en sciences du bois. En 2023, Limoges nous accueille en organisant cette 12ème édition des Journées Scientifique Annuelles du GDR 3544 Sciences du Bois.

La thématique des journées « la durabilité» est logiquement articulée autour des recherches de la communauté Limougeaude. Ont été abordés en particulier, la durabilité naturelle des bois, la durabilité que nous pouvons lui conférer par divers traitements, la résilience temporelle des bois archéologiques et la durabilité structurelle des ouvrages du génie civil.

Les sciences du bois sont pratiquées actuellement par une communauté très diverse par ses disciplines, thématiques et contextes institutionnels. Les objectifs du GDR 3544 Sciences du Bois sont de rassembler cette communauté autour de thèmes scientifiques transversaux, de proposer des actions de coordination en matière de pédagogie, de mettre en place des partages de ressources et d'établir des relations avec la communauté scientifique nationale, voire internationale francophone, et les acteurs professionnels.

L'objectif des journées scientifiques du GDR est de partager une culture commune. Cette manifestation s'est tenue les années précédentes à Montpellier (2012), Champs-sur-Marne (2013), Nancy (2014), Clermont-Ferrand (2015), Bordeaux (2016), Nantes (2017), Cluny (2018), Épinal (2019) et Grenoble (2020), Montpellier (2021), Nice (2022). A noter que les actes de toutes ces manifestations sont accessibles librement sous HAL. (https://hal.science/)

En 2023, cette manifestation est organisée à Limoges par des acteurs du site scientifique limougeaud et en particulier le LABCiS. La participation à ces journées a été de l'ordre de plus de 170 personnes avec une vingtaine de participants étrangers.

Ces journées ont consisté comme les années précédentes, en des exposés invités, suivis de présentations éclair appuyées par plus de 70 posters. Des réunions d'une dizaine de groupes de travail à l'initiative des participants se sont déroulées, ainsi que la possibilité de découverte des activités des laboratoires du campus hôte et d'entreprises et lieux culturels locaux, toujours sur le thème du bois, bien sûr ! L'innovation 2023 a été l'organisation d'une session table ronde passionnante, animée par une collègue du Pôle de Compétitivité Xylofutur, sur les attentes de la filière et les verrous scientifiques à lever.

Le GDR 3544 « Sciences du Bois » remercie particulièrement le comité local d'organisation de Limoges qui a œuvré pour la réussite de cet évènement, les soutiens financiers institutionnels et privés, ainsi que l'ensemble des membres du comité scientifique qui ont reliu l'ensemble des résumés des communications afin de garantir la qualité des textes que vous retrouverez dans ces actes.

Nous vous souhaitons une très excellente et instructive lecture !

Eric BADEL, Joseph GRIL et Guy COSTA
# Éditorial

Depuis sa première édition en 2012, cet événement est organisé tous les ans dans un nouveau campus, et est une opportunité pour ses participants de découvrir les différents sites nationaux de recherche en sciences du bois. En 2023, Limoges nous accueille en organisant cette 12ème édition des Journées Scientifique Annuelles du GDR 3544 Sciences du Bois.

La thématique des journées « la durabilité» est logiquement articulée autour des recherches de la communauté Limougeaude. Ont été abordés en particulier, la durabilité naturelle des bois, la durabilité que nous pouvons lui conférer par divers traitements, la résilience temporelle des bois archéologiques et la durabilité structurelle des ouvrages du génie civil.

Les sciences du bois sont pratiquées actuellement par une communauté très diverse par ses disciplines, thématiques et contextes institutionnels. Les objectifs du GDR 3544 Sciences du Bois sont de rassembler cette communauté autour de thèmes scientifiques transversaux, de proposer des actions de coordination en matière de pédagogie, de mettre en place des partages de ressources et d'établir des relations avec la communauté scientifique nationale, voire internationale francophone, et les acteurs professionnels.

L'objectif des journées scientifiques du GDR est de partager une culture commune. Cette manifestation s'est tenue les années précédentes à Montpellier (2012), Champs-sur-Marne (2013), Nancy (2014), Clermont-Ferrand (2015), Bordeaux (2016), Nantes (2017), Cluny (2018), Épinal (2019) et Grenoble (2020), Montpellier (2021), Nice (2022). A noter que les actes de toutes ces manifestations sont accessibles librement sous HAL. (https://hal.science/)

En 2023, cette manifestation est organisée à Limoges par des acteurs du site scientifique limougeaud et en particulier le LABCiS. La participation à ces journées a été de l'ordre de plus de 170 personnes avec une vingtaine de participants étrangers.

Ces journées ont consisté comme les années précédentes, en des exposés invités, suivis de présentations éclair appuyées par plus de 70 posters. Des réunions d'une dizaine de groupes de travail à l'initiative des participants se sont déroulées, ainsi que la possibilité de découverte des activités des laboratoires du campus hôte et d'entreprises et lieux culturels locaux, toujours sur le thème du bois, bien sûr ! L'innovation 2023 a été l'organisation d'une session table ronde passionnante, animée par une collègue du Pôle de Compétitivité Xylofutur, sur les attentes de la filière et les verrous scientifiques à lever.

Le GDR 3544 « Sciences du Bois » remercie particulièrement le comité local d'organisation de Limoges qui a œuvré pour la réussite de cet évènement, les soutiens financiers institutionnels et privés, ainsi que l'ensemble des membres du comité scientifique qui ont relu l'ensemble des résumés des communications afin de garantir la qualité des textes que vous retrouverez dans ces actes.

Nous vous souhaitons une très excellente et instructive lecture !

Eric BADEL, Joseph GRIL et Guy COSTA
# Comités

## Comité d'organisation local

* Nicolas ANGELLIER, GC2D, Univ. Limoges, Limoges

* Laure BREMAUD, LABCiS, Univ. Limoges, Limoges

* Guy COSTA, LABCiS, Univ. Limoges, Limoges

* Didier DELOURME, LABCiS, Univ. Limoges, Limoges

* Frédéric DUBOIS, GC2D, Univ. Limoges, Limoges

* Christelle GADY, LABCiS, Univ. Limoges, Limoges

* Sabine LHERNOULD, LABCiS, Univ. Limoges, Limoges

* Stéphanie LHEZ (Chimie), LABCiS, Univ. Limoges, Limoges

* Octavian POP, GC2D, Univ. Limoges, Limoges

* Nicolas VILLANDIER, LABCiS, Univ. Limoges, Limoges

* Rachida ZERROUKI, LABCiS, Univ. Limoges, Limoges

## Comité scientifique

* Tancrède ALMERAS (Biomécanique), LMGC, CNRS, Montpellier

* Olivier ARNOULD (Mécanique), LMGC, Univ. Montpellier, Montpellier

* Eric BADEL (Hydraulique, Biomécanique), PIAF, INRAE, Clermont-Ferrand

* Loic BRANCHERIAU (Mécanique), BioWooEB, Cirad, Montpellier

* Kévin CANDELIER (Chimie), BioWooEB, Cirad, Montpellier

* Myriam CHAPLAIN (Mécanique), I2M, Univ. Bordeaux, Bordeaux

* Bertrand CHARRIER (Chimie, durabilité, composites), IPREM, Univ. Pau, Pau

* Bruno CLAIR (Biomécanique), LMGC, CNRS, Montpellier

* Thiery CONSTANT (Biomécanique), SILVA, INRAE, Nancy

* Guy COSTA (physiologie), LABCiS, Univ. Limoges, Limoges

* Annabelle DEJARDIN (Biologie), BIOFORA, INRAE, Orléans

* Louis DENAUD (Mécanique, usinage), LaboMap, ENSAM, Cluny

* Jana DLOUHA (Biomécanique), SILVA, INRAE, Nancy

* Frédéric DUBOIS (Mécanique), GC2D, Univ. Limoges, Egletons

* Philippe GERARDIN (Chimie), LERMAB, Univ. Loraine, Nancy

* Joseph GRIL (Biomécanique), Institut Pascal, CNRS, Clermont Ferrand

* Patrick HEURET (Biologie), AMAP, CIRAD, Montpellier

* Ludovic MARTIN (Biologie), PIAF, INRAE, Clermont-Ferrand

* Emmanuel MAURIN (Culture, Patrimoine), LRMH, Champ sur Marne

* Rostand MOUTOU PITTI (Genie Civil), Institut Pascal, UCA, Clermont Ferrand

* Anélie PETRISSANS (Chimie_Procédés), LERMAB, Univ. Lorraine, Nancy

* Gilles PILATE (Biologie), BIOFORA, INRAE, Orléans

* Guillaume POT (Mécanique), LABOMAP, ENSAM, Cluny

* Romain REMOND (Transferts thermiques), LERMAB, Univ. Lorraine, Epinal

* Frédéric ROUGER (Mécanique, Génie Civil), FCBA, Bordeaux

* Julien RUELLE (Biomécanique) SILVA, INRAE, Nancy

* Nicolas SAUVAT (Genie Civil), Institut Pascal, UCA, Clermont Ferrand

* Yannick SIEFFERT, (Génie Civil), 3SR, Univ. Grenoble, Grenoble

* Isabelle THERY-PARISOT (Anthracologie), CEPAM, CNRS, Nice

* Marie-France THEVENON (Chimie), BioWooEB, Montpellier

* Bernard THIBAUT (Biomécanique), LMGC, CNRS, Montpellier

* Evelyne TOUSSAINT (Mécanique), Institut Pascal, UCA, Clermont-Ferrand

* Marie-Chritine TROUY (Anatomie), LERMAB, Univ. Lorraine, Epinal
# Comités

## Comité d'organisation local

* Nicolas ANGELLIER, GC2D, Univ. Limoges, Limoges

* Laure BREMAUD, LABCiS, Univ. Limoges, Limoges

* Guy COSTA, LABCiS, Univ. Limoges, Limoges

* Didier DELOURME, LABCiS, Univ. Limoges, Limoges

* Frédéric DUBOIS, GC2D, Univ. Limoges, Limoges

* Christelle GADY, LABCiS, Univ. Limoges, Limoges

* Sabine LHERNOULD, LABCiS, Univ. Limoges, Limoges

* Stéphanie LHEZ (Chimie), LABCiS, Univ. Limoges, Limoges

* Octavian POP, GC2D, Univ. Limoges, Limoges

* Nicolas VILLANDIER, LABCiS, Univ. Limoges, Limoges

* Rachida ZERROUKI, LABCiS, Univ. Limoges, Limoges

## Comité scientifique

* Tancrède ALMERAS (Biomécanique), LMGC, CNRS, Montpellier

* Olivier ARNOULD (Mécanique), LMGC, Univ. Montpellier, Montpellier

* Eric BADEL (Hydraulique, Biomécanique), PIAF, INRAE, Clermont-Ferrand

* Loic BRANCHERIAU (Mécanique), BioWooEB, Cirad, Montpellier

* Kévin CANDELIER (Chimie), BioWooEB, Cirad, Montpellier

* Myriam CHAPLAIN (Mécanique), I2M, Univ. Bordeaux, Bordeaux

* Bertrand CHARRIER (Chimie, durabilité, composites), IPREM, Univ. Pau, Pau

* Bruno CLAIR (Biomécanique), LMGC, CNRS, Montpellier

* Thiery CONSTANT (Biomécanique), SILVA, INRAE, Nancy

* Guy COSTA (physiologie), LABCiS, Univ. Limoges, Limoges

* Annabelle DEJARDIN (Biologie), BIOFORA, INRAE, Orléans

* Louis DENAUD (Mécanique, usinage), LaboMap, ENSAM, Cluny

* Jana DLOUHA (Biomécanique), SILVA, INRAE, Nancy

* Frédéric DUBOIS (Mécanique), GC2D, Univ. Limoges, Egletons

* Philippe GERARDIN (Chimie), LERMAB, Univ. Loraine, Nancy

* Joseph GRIL (Biomécanique), Institut Pascal, CNRS, Clermont Ferrand

* Patrick HEURET (Biologie), AMAP, CIRAD, Montpellier

* Ludovic MARTIN (Biologie), PIAF, INRAE, Clermont-Ferrand

* Emmanuel MAURIN (Culture, Patrimoine), LRMH, Champ sur Marne

* Rostand MOUTOU PITTI (Genie Civil), Institut Pascal, UCA, Clermont Ferrand

* Anélie PETRISSANS (Chimie_Procédés), LERMAB, Univ. Lorraine, Nancy

* Gilles PILATE (Biologie), BIOFORA, INRAE, Orléans

* Guillaume POT (Mécanique), LABOMAP, ENSAM, Cluny

* Romain REMOND (Transferts thermiques), LERMAB, Univ. Lorraine, Epinal

* Frédéric ROUGER (Mécanique, Génie Civil), FCBA, Bordeaux

* Julien RUELLE (Biomécanique) SILVA, INRAE, Nancy

* Nicolas SAUVAT (Genie Civil), Institut Pascal, UCA, Clermont Ferrand

* Yannick SIEFFERT, (Génie Civil), 3SR, Univ. Grenoble, Grenoble

* Isabelle THERY-PARISOT (Anthracologie), CEPAM, CNRS, Nice

* Marie-France THEVENON (Chimie), BioWooEB, Montpellier

* Bernard THIBAUT (Biomécanique), LMGC, CNRS, Montpellier

* Evelyne TOUSSAINT (Mécanique), Institut Pascal, UCA, Clermont-Ferrand

* Marie-Chritine TROUY (Anatomie), LERMAB, Univ. Lorraine, Epinal
Soutiens et sponsors

LABCiS UR 22722

Laboratoire LABCiS

<figure><img src="image_7.png" /></figure>

<figure><img src="image_8.png" /></figure>

Université de Limoges

Université de Limoges

<figure><img src="image_9.png" /></figure>

Communauté urbaine

Limoges Métropole

<figure><img src="image_10.png" /></figure>

AgroParisTech

<figure><img src="image_11.png" /></figure>

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la Culture

<figure><img src="image_12.png" /></figure>

<figure><img src="image_13.png" /></figure>

INRAE

<figure><img src="image_14.png" /></figure>

CNRS

<figure><img src="image_15.png" /></figure>

RÉGION
Nouvelle-Aquitaine

Région Nouvelle-Aquitaine
Soutiens et sponsors

LABCiS UR 22722

Laboratoire LABCiS

<figure><img src="image_8.png" /></figure>

<figure><img src="image_9.png" /></figure>

Université de Limoges

Université de Limoges

<figure><img src="image_10.png" /></figure>

Communauté urbaine

Limoges Métropole

<figure><img src="image_11.png" /></figure>

AgroParisTech

<figure><img src="image_12.png" /></figure>

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la Culture

<figure><img src="image_13.png" /></figure>

<figure><img src="image_14.png" /></figure>

INRAE

<figure><img src="image_15.png" /></figure>

CNRS

<figure><img src="image_16.png" /></figure>

RÉGION
Nouvelle-Aquitaine

Région Nouvelle-Aquitaine
<figure><img src="image_16.png" /></figure>

Entreprise de construction GUILLAUMIE

<figure><img src="image_17.png" /></figure>

Cartonnerie LACAUX

<figure><img src="image_18.png" /></figure>

PANNEAUX DE CORREZE

<figure><img src="image_19.png" /></figure>

COOPERATIVE FORESTIERE
BOURGOGNE LIMOUSIN

<figure><img src="image_20.png" /></figure>

Association HETRE EN FORET

<figure><img src="image_21.png" /></figure>

Institut de Recherche de Limoges OMEGA
HEALTH
<figure><img src="image_17.png" /></figure>

Entreprise de construction GUILLAUMIE

<figure><img src="image_18.png" /></figure>

Cartonnerie LACAUX

<figure><img src="image_19.png" /></figure>

PANNEAUX DE CORREZE

<figure><img src="image_20.png" /></figure>

COOPERATIVE FORESTIERE
BOURGOGNE LIMOUSIN

<figure><img src="image_21.png" /></figure>

Association HETRE EN FORET

<figure><img src="image_22.png" /></figure>

Institut de Recherche de Limoges OMEGA
HEALTH
# Programme des Journées

<figure><img src="image_22.png" /></figure>

Mercredi 22 novembre

**07h30 Accueil – café** Salle du Médialab campus des Jacobins 88 rue du Pont St Martial

**08h15 Discours d'ouverture**

08:15 – Eric BADEL

08:30 – Fanny DUBAN, pour la Métropole de Limoges

08:45 – Bernard LAZARINI, pour la Région Nouvelle Aquitaine

## Session 1 Durabilité naturelle

09:00 – Marie France THEVENON

09:30 – Christian BRETON

10:00 – Flashtalk

PAUSE CAFÉ

11:00 – Session poster –A

12:30-14:00 – Pause Déjeuner

## Session 2 Durabilité conférée

14:00 – Joris Van ACKER

14:30 – Sandrine BOUQUILLON

15:00 – Flashtalk

PAUSE CAFÉ

16:00 – Session poster –B

17:00 – Groupes de Travail

* GT XYLOGENESE (Salle OKAI 1er étage)

* GT RUPTURE (Salle de réunion Rez-de-chaussée)

* GT XYLOMAT (Salle ITO 1er étage)

* GT IMAGERIE (Salle Halle d'accueil Rez-de-chaussée)

* GT ECOLOGIE DU BOIS (Salle de cinéma Rez-de-chaussée)

**19h30** Réunion bureau, comité de pilotage
# Programme des Journées

<figure><img src="image_23.png" /></figure>

Mercredi 22 novembre

**07h30 Accueil – café** Salle du Médialab campus des Jacobins 88 rue du Pont St Martial

**08h15 Discours d'ouverture**

08:15 – Eric BADEL

08:30 – Fanny DUBAN, pour la Métropole de Limoges

08:45 – Bernard LAZARINI, pour la Région Nouvelle Aquitaine

## Session 1 Durabilité naturelle

09:00 – Marie France THEVENON

09:30 – Christian BRETON

10:00 – Flashtalk

PAUSE CAFÉ

11:00 – Session poster –A

12:30-14:00 – Pause Déjeuner

## Session 2 Durabilité conférée

14:00 – Joris Van ACKER

14:30 – Sandrine BOUQUILLON

15:00 – Flashtalk

PAUSE CAFÉ

16:00 – Session poster –B

17:00 – Groupes de Travail

* GT XYLOGENESE (Salle OKAI 1er étage)

* GT RUPTURE (Salle de réunion Rez-de-chaussée)

* GT XYLOMAT (Salle ITO 1er étage)

* GT IMAGERIE (Salle Halle d'accueil Rez-de-chaussée)

* GT ECOLOGIE DU BOIS (Salle de cinéma Rez-de-chaussée)

**19h30** Réunion bureau, comité de pilotage
<figure><img src="image_23.png" /></figure>

Jeudi 23 novembre

8:00 – Groupes de Travail

* GT CONSTRUCTION (Halle d'accueil Rez-de-chaussée)

* GT USINAGE (Salle OKAI 1er étage)

* GT PATRIMOINE (Salle ITO 1er étage)

* GT NIRS (Salle de cinéma Rez-de-chaussée)

**Session 3 Résilience temporelle**

09:00 – Christophe CORONA

09:30 – François BLONDEL

10:00 – Flashtalk

PAUSE CAFÉ

11:00 – Session poster –C

12:30-14:00 – Pause Déjeuner

13:30 **Visites d'entreprises**

VISITE 1 -Ussel -Départ 13:30

* Coopérative Forestière CFBL

* Panneau de Corrèze

VISITE 2 -Limoges -Départ 13:30

* Entreprise de construction Guillaumle

* Cartonnerie Lacaux

VISITE 3 -Nedde -Départ 13:30

* Hêtre en Forêt

19h30 Diner de gala – Le Lanaud
<figure><img src="image_24.png" /></figure>

Jeudi 23 novembre

8:00 – Groupes de Travail

* GT CONSTRUCTION (Halle d'accueil Rez-de-chaussée)

* GT USINAGE (Salle OKAI 1er étage)

* GT PATRIMOINE (Salle ITO 1er étage)

* GT NIRS (Salle de cinéma Rez-de-chaussée)

Session 3 Résilience temporelle

09:00 – Christophe CORONA

09:30 – François BLONDEL

10:00 – Flashtalk

PAUSE CAFÉ

11:00 – Session poster –C

12:30-14:00 – Pause Déjeuner

13:30 **Visites d'entreprises**

VISITE 1 -Ussel -Départ 13:30

* Coopérative Forestière CFBL

* Panneau de Corrèze

VISITE 2 -Limoges -Départ 13:30

* Entreprise de construction Guillaumle

* Cartonnerie Lacaux

VISITE 3 -Nedde -Départ 13:30

* Hêtre en Forêt

19h30 Diner de gala – Le Lanaud
<figure><img src="image_24.png" /></figure>

Vendredi 24 novembre

**Session 4 Durabilité structurelle**

08:30 – Conférence plénière

* Romain RÉMOND

* Arnaud BESSERER

PAUSE CAFÉ

10:00 – **Table Ronde** animée par Apolline OSWALD (Xylofutur)

**12:00** Pause Déjeuner

**13:00** **Remise des Prix** « Meilleurs Posters »

**13:45** **Clôture** des journées Scientifiques du GDR 3544
<figure><img src="image_25.png" /></figure>

Vendredi 24 novembre

**Session 4 Durabilité structurelle**

08:30 – Conférence plénière

* Romain RÉMOND

* Arnaud BESSERER

PAUSE CAFÉ

10:00 – **Table Ronde** animée par Apolline OSWALD (Xylofutur)

**12:00** Pause Déjeuner

**13:00** **Remise des Prix** « Meilleurs Posters »

**13:45** **Clôture** des journées Scientifiques du GDR 3544
# Groupes de travail

## GT XYLOGENESE -Annabelle DEJARDIN, Thierry CONSTANT

* Horaires, Mercredi 22/11 17h00-19h00

* Lieu, Campus des Jacobins, 88 rue du Pont Saint Martial 87000 Limoges

* Salle, OKAI (15 places) 1er étage

## GT RUPTURE -Myriam CHAPLAIN, Rostand MOUTOU-PITTI, Frédéric DUBOIS

* Horaires, Mercredi 22/11 17h00-19h00

* Lieu, Campus des Jacobins, 88 rue du Pont Saint Martial 87000 Limoges

* Salle, Salle de réunion (30 places) Rez-de-chaussée

## GT XYLOMAT -Bertrand CHARRIER

* Horaires, Mercredi 22/11 17h00-19h00

* Lieu, Campus des Jacobins, 88 rue du Pont Saint Martial 87000 Limoges

* Salle, ITTO (20 places) 1er étage

## GT IMAGERIE -Evelyne TOUSSAINT, Guy COSTA

* Horaires, Mercredi 22/11 17h00-19h00

* Lieu, Campus des Jacobins, 88 rue du Pont Saint Martial 87000 Limoges

* Salle, Hall d'accueil (25 places) Rez-de-chaussée

## GT ECOLOGIE DU BOIS -Yannick SIEFFERT, David RODRIGUES-SOARES, Ivan MAZEL

* Horaires, Mercredi 22/11 17h00-19h00

* Lieu, Campus des Jacobins, 88 rue du Pont Saint Martial 87000 Limoges

* Salle, Salle de cinéma (200 places) Rez-de-chaussée
# Groupes de travail

## GT XYLOGENESE -Annabelle DEJARDIN, Thierry CONSTANT

* Horaires, Mercredi 22/11 17h00-19h00

* Lieu, Campus des Jacobins, 88 rue du Pont Saint Martial 87000 Limoges

* Salle, OKAI (15 places) 1er étage

## GT RUPTURE -Myriam CHAPLAIN, Rostand MOUTOU-PITTI, Frédéric DUBOIS

* Horaires, Mercredi 22/11 17h00-19h00

* Lieu, Campus des Jacobins, 88 rue du Pont Saint Martial 87000 Limoges

* Salle, Salle de réunion (30 places) Rez-de-chaussée

## GT XYLOMAT -Bertrand CHARRIER

* Horaires, Mercredi 22/11 17h00-19h00

* Lieu, Campus des Jacobins, 88 rue du Pont Saint Martial 87000 Limoges

* Salle, ITTO (20 places) 1er étage

## GT IMAGERIE -Evelyne TOUSSAINT, Guy COSTA

* Horaires, Mercredi 22/11 17h00-19h00

* Lieu, Campus des Jacobins, 88 rue du Pont Saint Martial 87000 Limoges

* Salle, Hall d'accueil (25 places) Rez-de-chaussée

## GT ECOLOGIE DU BOIS -Yannick SIEFFERT, David RODRIGUES-SOARES, Ivan MAZEL

* Horaires, Mercredi 22/11 17h00-19h00

* Lieu, Campus des Jacobins, 88 rue du Pont Saint Martial 87000 Limoges

* Salle, Salle de cinéma (200 places) Rez-de-chaussée
GT CONSTRUCTION -Nicolas SAUVAT, Cédric MONTERO

* Horaires, Jeudi 23/11 08h00-09h00

* Lieu, Campus des Jacobins, 88 rue du Pont Saint Martial 87000 Limoges

* Salle, Salle de cinéma (200 places) Rez-de-chaussée

GT PATRIMOINE -Delphine JULLIEN, Emmanuel MAURIN

* Horaires, Jeudi 23/11 08h00-09h00

* Lieu, Campus des Jacobins, 88 rue du Pont Saint Martial 87000 Limoges

* Salle, ITTO (20 places) 1er étage

GT NIRS -Gilles CHAIX, Nassim BELMOKHTAR

* Horaires, Jeudi 23/11 08h00-09h00

* Lieu, Campus des Jacobins, 88 rue du Pont Saint Martial 87000 Limoges

* Salle, Hall d'accueil (30 places) Rez-de-chaussée

GT USINAGE -Louis DENAUD, Florent EYMA

* Horaires, Jeudi 23/11 08h00-09h00

* Lieu, Campus des Jacobins, 88 rue du Pont Saint Martial 87000 Limoges

* Salle, OKAI (15 places) 1er étage
GT CONSTRUCTION -Nicolas SAUVAT, Cédric MONTERO

* Horaires, Jeudi 23/11 08h00-09h00

* Lieu, Campus des Jacobins, 88 rue du Pont Saint Martial 87000 Limoges

* Salle, Salle de cinéma (200 places) Rez-de-chaussée

GT PATRIMOINE -Delphine JULLIEN, Emmanuel MAURIN

* Horaires, Jeudi 23/11 08h00-09h00

* Lieu, Campus des Jacobins, 88 rue du Pont Saint Martial 87000 Limoges

* Salle, ITTO (20 places) 1er étage

GT NIRS -Gilles CHAIX, Nassim BELMOKHTAR

* Horaires, Jeudi 23/11 08h00-09h00

* Lieu, Campus des Jacobins, 88 rue du Pont Saint Martial 87000 Limoges

* Salle, Hall d'accueil (30 places) Rez-de-chaussée

GT USINAGE -Louis DENAUD, Florent EYMA

* Horaires, Jeudi 23/11 08h00-09h00

* Lieu, Campus des Jacobins, 88 rue du Pont Saint Martial 87000 Limoges

* Salle, OKAI (15 places) 1er étage
<figure><img src="image_25.png" /></figure>

## Ecologie du Bois

Animation :

Yannick Sieffert <yannick.sieffert@3sr-grenoble.fr>

David Rodrigues-Soares <soares.d@grenoble.archi.fr>

Ivan Mazel <ivan.mazel@grenoble.archi.fr>

Dans le thème général de la durabilité du colloque de cette année, le groupe de travail Ecologie du bois abordera la durabilité de la mise en œuvre et de l'assemblage des matériaux dans une construction en bois. Il s'agit de comprendre en quoi la durabilité peut être permise, au-delà d'une durabilité naturelle propre à une essence ou à des traitements chimiques conférés, par l'intelligence de la mise en œuvre sur chantier et de l'assemblage pertinent des matériaux de construction, en bois et éventuellement associé à d'autres matières.

Géraldine Brun (ingénieur et charpentière bois, et doctorante au Laboratoire de l'artisanat du Département de Conservation de l'Université de Göteborg) traitera de la durabilité des bardages bois traditionnels par une approche comparative de bâti suédois et français, et questionnera ainsi notre conception moderne de la durabilité.

Samuel Nemoz (enseignant à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille et ingénieur bois en bureau d'études) analysera le niveau de durabilité des solutions de mise en œuvre des poteaux bois en extérieurs, et particulièrement leurs ancrages au sol, à partir de cas tirés de sa pratique professionnelle.

<figure><img src="image_26.png" /></figure>

## Usinage bois

Animation :

Florent Eyma <florent.eyma@iut-tarbes.fr>

Louis Denaud <Louis.DENAUD@ensam.eu>

Les objectifs de ce groupe de travail sont de coordonner les efforts de recherche des équipes francophones impliquées dans l'usinage du bois en créant des synergies et des approches complémentaires sur des verrous scientifiques. Il s'agira également de mutualiser les plateaux techniques et de favoriser la mobilité des doctorants pour leur permettre de profiter des compétences et des moyens des différentes équipes. Enfin, l'objectif de ce GT est également d'organiser des colloques/séminaires, et d'assurer la diffusion des résultats de recherche liés à l'usinage du bois, en permettant notamment aux étudiants de présenter leurs travaux dans un cadre ouvert et de bon niveau scientifique.

Plus d'informations :

https://www6.inrae.fr/gdr-sciences-du-bois/Groupes-de-travail/Usinage-Bois
<figure><img src="image_26.png" /></figure>

## Ecologie du Bois

### Animation :

- Yannick Sieffert <yannick.sieffert@3sr-grenoble.fr>

- David Rodrigues-Soares <soares.d@grenoble.archi.fr>

- Ivan Mazel <ivan.mazel@grenoble.archi.fr>

Dans le thème général de la durabilité du colloque de cette année, le groupe de travail Ecologie du bois abordera la durabilité de la mise en œuvre et de l'assemblage des matériaux dans une construction en bois. Il s'agit de comprendre en quoi la durabilité peut être permise, au-delà d'une durabilité naturelle propre à une essence ou à des traitements chimiques conférés, par l'intelligence de la mise en œuvre sur chantier et de l'assemblage pertinent des matériaux de construction, en bois et éventuellement associé à d'autres matières.

Géraldine Brun (ingénieur et charpentière bois, et doctorante au Laboratoire de l'artisanat du Département de Conservation de l'Université de Göteborg) traitera de la durabilité des bardages bois traditionnels par une approche comparative de bâti suédois et français, et questionnera ainsi notre conception moderne de la durabilité.

Samuel Nemoz (enseignant à l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille et ingénieur bois en bureau d'études) analysera le niveau de durabilité des solutions de mise en œuvre des poteaux bois en extérieurs, et particulièrement leurs ancrages au sol, à partir de cas tirés de sa pratique professionnelle.

<figure><img src="image_27.png" /></figure>

## Usinage bois

### Animation :

- Florent Eyma <florent.eyma@iut-tarbes.fr>

- Louis Denaud <Louis.DENAUD@ensam.eu>

Les objectifs de ce groupe de travail sont de coordonner les efforts de recherche des équipes francophones impliquées dans l'usinage du bois en créant des synergies et des approches complémentaires sur des verrous scientifiques. Il s'agira également de mutualiser les plateaux techniques et de favoriser la mobilité des doctorants pour leur permettre de profiter des compétences et des moyens des différentes équipes. Enfin, l'objectif de ce GT est également d'organiser des colloques/séminaires, et d'assurer la diffusion des résultats de recherche liés à l'usinage du bois, en permettant notamment aux étudiants de présenter leurs travaux dans un cadre ouvert et de bon niveau scientifique.

Plus d'informations :

https://www6.inrae.fr/gdr-sciences-du-bois/Groupes-de-travail/Usinage-Bois
<figure><img src="image_27.png" /></figure>

## Xylogénèse

Animation :

Annabelle Dejardin, annabelle.dejardin@inrae.fr

Thierry Constant, thieryimmer@inrae.fr

Le groupe de travail Xylogénèse est un point de rencontre et d'échanges autour du thème de la xylogénèse. Son objectif est de créer ou de renforcer les liens existants entre les différentes communautés partageant cette question au travers de différentes approches disciplinaires. Le GT a organisé avec succès de premières journées scientifiques en juin 2019 à Paris, et Xylo2022 en juillet 2022 à Nancy. L'édition 2022 du GDR Sciences du Bois a été l'occasion de d'évoquer le format de la prochaine édition de ces journées, et d'échanger sur des projets qui démarrent, ou qui sont en gestation.

<figure><img src="image_28.png" /></figure>

## Rupture

Animation :

Rostand Moutou Pitti, rostand.moutou_pitti@uca.fr

Myriam Chaplain, myriam.chaplain@u-bordeaux.fr

Frédéric Dubois, frederic.dubois@unilim.fr

L'objectif de ce groupe de travail est de recenser les travaux liés à la rupture du bois couplée aux comportements thermo-hydro-mécaniques afin d'initier des collaborations et les projets recherches communs entre les laboratoires partenaires du GDR. Ce groupe de travail porte également des projets (par exemple action COST sur la Rupture, projets Européens et ANR ...). Plus d'informations :

https://www6.inrae.fr/gdr-sciences-du-bois/Groupes-de-travail/Rupture-Bois

<figure><img src="image_29.png" /></figure>

## Imagerie

Animation :

Evelyne Toussaint, evelyne.toussaint@uca.fr

Guy Costa, guy.costa@unilim.fr

Les objectifs de ce groupe de travail sont de (i) faire le point sur les techniques d'imagerie appliquées au bois, sur les compétences techniques et analytiques des membres du GT, (ii) organiser des journées d'échanges, (iii) partager des ressources via les réseaux existants, pour favoriser les échanges interdisciplinaires entre les laboratoires partenaires du GDR.

Plus d'informations :

https://www6.inrae.fr/gdr-sciences-du-bois/Groupes-de-travail/Bois-et-Imagerie
<figure><img src="image_28.png" /></figure>

## Xylogénèse

Animation :

Annabelle Dejardin, annabelle.dejardin@inrae.fr

Thierry Constant, thieryimmer@inrae.fr

Le groupe de travail Xylogénèse est un point de rencontre et d'échanges autour du thème de la xylogénèse. Son objectif est de créer ou de renforcer les liens existants entre les différentes communautés partageant cette question au travers de différentes approches disciplinaires. Le GT a organisé avec succès de premières journées scientifiques en juin 2019 à Paris, et Xylo2022 en juillet 2022 à Nancy. L'édition 2022 du GDR Sciences du Bois a été l'occasion de d'évoquer le format de la prochaine édition de ces journées, et d'échanger sur des projets qui démarrent, ou qui sont en gestation.

<figure><img src="image_29.png" /></figure>

## Rupture

Animation :

Rostand Moutou Pitti, rostand.moutou_pitti@uca.fr

Myriam Chaplain, myriam.chaplain@u-bordeaux.fr

Frédéric Dubois, frederic.dubois@unilim.fr

L'objectif de ce groupe de travail est de recenser les travaux liés à la rupture du bois couplée aux comportements thermo-hydro-mécaniques afin d'initier des collaborations et les projets recherches communs entre les laboratoires partenaires du GDR. Ce groupe de travail porte également des projets (par exemple action COST sur la Rupture, projets Européens et ANR ...). Plus d'informations :

https://www6.inrae.fr/gdr-sciences-du-bois/Groupes-de-travail/Rupture-Bois

<figure><img src="image_30.png" /></figure>

## Imagerie

Animation :

Evelyne Toussaint, evelyne.toussaint@uca.fr

Guy Costa, guy.costa@unilim.fr

Les objectifs de ce groupe de travail sont de (i) faire le point sur les techniques d'imagerie appliquées au bois, sur les compétences techniques et analytiques des membres du GT, (ii) organiser des journées d'échanges, (iii) partager des ressources via les réseaux existants, pour favoriser les échanges interdisciplinaires entre les laboratoires partenaires du GDR.

Plus d'informations :

https://www6.inrae.fr/gdr-sciences-du-bois/Groupes-de-travail/Bois-et-Imagerie
<figure><img src="image_30.png" /></figure>

## Bois de construction

### Animation

Nicolas Sauvat, nicolas.sauvat@unilim.fr

Eric Fournely, eric.fournely@uca.fr

Ce groupe de travail sera consacré à l'approche « matériau », avec une présentation de l'activité du TC 124 par Frédéric Rouger qui le préside. Nous aborderons ensuite les besoins de caractérisation des bois sous-employés dans les constructions, qu'ils soient d'origine géographique proche de leurs usages (bois locaux) et l'essor de leurs certifications potentielles, ou encore en bois de feuillus, hors gabarits industriels pour les transformateurs.

Plus d'informations :

https://www6.inrae.fr/gdr-sciences-du-bois/Groupes-de-travail/Construction

<figure><img src="image_31.png" /></figure>

## Patrimoine

### Animation :

Delphine Jullien, delphine.jullien@umontpellier.fr

Emmanuel Maurin, emmanuel.maurin@culture.gouv.fr

Le Groupe de Travail Patrimoine est un lieu d'échanges sur les trois thématiques traditionnelles du patrimoine à savoir : la connaissance du matériau, le diagnostic, les méthodes et techniques en conservation-restauration, et sur les différentes échelles d'étude : les matériaux, les assemblages et les structures bâties.

Une petite série d'interventions a présenté quelques exemples d'études en cours, ainsi que les dernières actualités du groupe Bois de la SFIIC (Section Française de l'Institut International de Conservation). Les scientifiques, restaurateurs, conservateurs, artisans, intéressés par ces échanges ont été vivement conviés à participer à ce groupe de Travail.

<figure><img src="image_32.png" /></figure>

## Xylomat

### Animation :

Bertrand Charrier, bertrand.charrier@univ-pau.fr

Le plateau Xylomat apporte son expérience pour des projets R&D, de développement produits et de prestations diverses liés aux matériaux bio-s源cés。

Plus d'informations :

https://www6.inrae.fr/gdr-sciences-du-bois/Groupes-de-travail/Xylomat
<figure><img src="image_31.png" /></figure>

## Bois de construction

### Animation

Nicolas Sauvat, nicolas.sauvat@unilim.fr

Eric Fournely, eric.fournely@uca.fr

Ce groupe de travail sera consacré à l'approche « matériau », avec une présentation de l'activité du TC 124 par Frédéric Rouger qui le préside. Nous aborderons ensuite les besoins de caractérisation des bois sous-employés dans les constructions, qu'ils soient d'origine géographique proche de leurs usages (bois locaux) et l'essor de leurs certifications potentielles, ou encore en bois de feuillus, hors gabarits industriels pour les transformateurs.

Plus d'informations :

https://www6.inrae.fr/gdr-sciences-du-bois/Groupes-de-travail/Construction

<figure><img src="image_32.png" /></figure>

## Patrimoine

### Animation :

Delphine Jullien, delphine.jullien@umontpellier.fr

Emmanuel Maurin, emmanuel.maurin@culture.gouv.fr

Le Groupe de Travail Patrimoine est un lieu d'échanges sur les trois thématiques traditionnelles du patrimoine à savoir : la connaissance du matériau, le diagnostic, les méthodes et techniques en conservation-restauration, et sur les différentes échelles d'étude : les matériaux, les assemblages et les structures bâties.

Une petite série d'interventions a présenté quelques exemples d'études en cours, ainsi que les dernières actualités du groupe Bois de la SFIIC (Section Française de l'Institut International de Conservation). Les scientifiques, restaurateurs, conservateurs, artisans, intéressés par ces échanges ont été vivement conviés à participer à ce groupe de Travail.

<figure><img src="image_33.png" /></figure>

## Xylomat

### Animation :

Bertrand Charrier, bertrand.charrier@univ-pau.fr

Le plateau Xylomat apporte son expérience pour des projets R&D, de développement produits et de prestations diverses liés aux matériaux bio-s源cés。

Plus d'informations :

https://www6.inrae.fr/gdr-sciences-du-bois/Groupes-de-travail/Xylomat
<figure><img src="image_33.png" /></figure>

NIRS & Bois

Animation :

Gilles CHAIX, gilles.chaix@cirad.fr

Nassim BELMOKHTAR, nassim.belmokhtar@inrae.fr

L'objectif de ce groupe de travail Nirs&Bois est de réunir les équipes qui utilisent et développent des approches en spectroscopie proche infrarouge dans le domaine du bois. Il aura pour mission de : (1) recenser les activités et les expériences, (2) s'organiser et créer une communauté spécifique, (3) créer des espaces d'échange afin d'identifier les besoins et les verrous de la communauté pour y répondre, et enfin (4) s'organiser pour initier des collaborations et des projets de recherche communs entre les laboratoires partenaires du GDR. Ce groupe de travail se rapprochera d'autres communautés spécialisées comme ChemHouse, HélioSPIR et Nirs INRAE. Il pourra également être à l'initiative et porter des projets de recherche et développement (par exemple projets Européens et ANR...).

Les actions proposées sont :

1. Identifier les compétences des différents laboratoires partenaires du GDR et élargir à d'autres laboratoires français et hors de France

2. Partage d'expérience aussi bien sur des aspects méthodologiques et expérimentaux (équipements, préparation et conservation des échantillons) que sur les volets analytiques (logiciels, outils et méthodes statistiques de traitement de données).

3. Susciter des actions communes, des projets de recherches
<figure><img src="image_34.png" /></figure>

NIRS & Bois

Animation :

Gilles CHAIX, gilles.chaix@cirad.fr

Nassim BELMOKHTAR, nassim.belmokhtar@inrae.fr

L'objectif de ce groupe de travail Nirs&Bois est de réunir les équipes qui utilisent et développent des approches en spectroscopie proche infrarouge dans le domaine du bois. Il aura pour mission de : (1) recenser les activités et les expériences, (2) s'organiser et créer une communauté spécifique, (3) créer des espaces d'échange afin d'identifier les besoins et les verrous de la communauté pour y répondre, et enfin (4) s'organiser pour initier des collaborations et des projets de recherche communs entre les laboratoires partenaires du GDR. Ce groupe de travail se rapprochera d'autres communautés spécialisées comme ChemHouse, HélioSPIR et Nirs INRAE. Il pourra également être à l'initiative et porter des projets de recherche et développement (par exemple projets Européens et ANR...).

Les actions proposées sont :

1. Identifier les compétences des différents laboratoires partenaires du GDR et élargir à d'autres laboratoires français et hors de France

2. Partage d'expérience aussi bien sur des aspects méthodologiques et expérimentaux (équipements, préparation et conservation des échantillons) que sur les volets analytiques (logiciels, outils et méthodes statistiques de traitement de données).

3. Susciter des actions communes, des projets de recherches
# Visites

## VISITE 1 -Ussel -

Départ 13:30

* Coopérative Forestière CFBL

* Panneau de Corrèze

## VISITE 2 -Limoges -

Départ 13:30

* Entreprise de construction Guillaumie

* Cartonnerie Lacaux

## VISITE 3 -Nedde -

Départ 13:30

* Hêtre en Forêt
# Visites

## VISITE 1 -Ussel -

Départ 13:30

* Coopérative Forestière CFBL

* Panneau de Corrèze

## VISITE 2 -Limoges -

Départ 13:30

* Entreprise de construction Guillaumie

* Cartonnerie Lacaux

## VISITE 3 -Nedde -

Départ 13:30

* Hêtre en Forêt
# Présentations orales invitées

<figure><img src="image_34.png" /></figure>

## Session 1 – Durabilité Naturelle du Bois (Mercredi 22/11 9h)

Marie-France THEVENON (CIRAD, Montpellier)

*La durabilité naturelle : une donnée essentielle pour un bon usage du bois et de ses matériaux dérivés*

Christian BRETON (BioForA, Orléans)

*De la physiologie moléculaire à la génétique de la formation du bois de cœur*

<figure><img src="image_35.png" /></figure>

## Session 2 – La Durabilité Conférée du bois (Mercredi 22/11 14h)

Joris VAN ACKER (WoodLab, Université de Gent, BE)

*Enhancing resistance against decay and improve fire safety of engineered wood products*

Sandrine BOUQUILLON (ICM, Université de Reims)

*Synthèse de liquides ioniques bios源cés pour la dissolution de polymères issus de bois et l'extraction de composés bioactifs*

<figure><img src="image_36.png" /></figure>

## Session 3 – La Résilience Temporelle (Jeudi 23/11 9h)

Francois BLONDEL (Institut des Sciences de l'Environnement, Université de Genève)

*Le bois archéologique face au réchauffement climatique : une durabilité mise à l'épreuve*

Christophe CORONA (LECA, CNRS, Grenoble)

*Les bois archéologiques : des archives climatiques à haute résolution spatio-temporelle, insuffisamment exploitées*

<figure><img src="image_37.png" /></figure>

## Session 4 – Durabilité Structurelle (Vendredi 24/11 8h30)

Romain RÉMOND (LERMab Epinal)

*Gestion de l'humidité dans les bâtiments intégrant des matériaux bios源cés dans leur enveloppe*

Arnaud BESSERER (LERMaB Nancy)

*Les interactions bois-champignons : durabilité et soutenabilité des matériaux bois*
# Présentations orales invitées

<figure><img src="image_35.png" /></figure>

## Session 1 – Durabilité Naturelle du Bois (Mercredi 22/11 9h)

Marie-France THEVENON (CIRAD, Montpellier)

*La durabilité naturelle : une donnée essentielle pour un bon usage du bois et de ses matériaux dérivés*

Christian BRETON (BioForA, Orléans)

*De la physiologie moléculaire à la génétique de la formation du bois de cœur*

<figure><img src="image_36.png" /></figure>

## Session 2 – La Durabilité Conférée du bois (Mercredi 22/11 14h)

Joris VAN ACKER (WoodLab, Université de Gent, BE)

*Enhancing resistance against decay and improve fire safety of engineered wood products*

Sandrine BOUQUILLON (ICM, Université de Reims)

*Synthèse de liquides ioniques bios源cés pour la dissolution de polymères issus de bois et l'extraction de composés bioactifs*

<figure><img src="image_37.png" /></figure>

## Session 3 – La Résilience Temporelle (Jeudi 23/11 9h)

Francois BLONDEL (Institut des Sciences de l'Environnement, Université de Genève)

*Le bois archéologique face au réchauffement climatique : une durabilité mise à l'épreuve*

Christophe CORONA (LECA, CNRS, Grenoble)

*Les bois archéologiques : des archives climatiques à haute résolution spatio-temporelle, insuffisamment exploitées*

<figure><img src="image_38.png" /></figure>

## Session 4 – Durabilité Structurelle (Vendredi 24/11 8h30)

Romain RÉMOND (LERMab Epinal)

*Gestion de l'humidité dans les bâtiments intégrant des matériaux bios源cés dans leur enveloppe*

Arnaud BESSERER (LERMaB Nancy)

*Les interactions bois-champignons : durabilité et soutenabilité des matériaux bois*
<figure><img src="image_38.png" /></figure>

## Session 1 – Durabilité Naturelle du Bois (Mercredi 22/11 9h)

La durabilité naturelle du bois fait référence à la capacité intrinsèque du bois à résister à la dégradation causée par les insectes, les champignons et les intempéries. Différentes essences de bois présentent des niveaux variables de durabilité naturelle. Certains bois, tels que le cèdre rouge de l'Ouest et le teck, sont connus pour leur durabilité naturelle élevée. Ces essences contiennent des substances naturelles qui les rendent résistantes aux insectes et aux champignons, ce qui les rend appropriées pour une utilisation en extérieur sans traitement chimique supplémentaire. D'autres essences de bois, comme le pin, sont moins durables.

L'approche moléculaire de la durabilité naturelle du bois consiste à examiner les composants chimiques présents dans le bois qui contribuent à sa résistance naturelle aux insectes, aux champignons et aux intempéries. Le principal composant du bois est la cellulose, une macromolécule formée par l'enchaînement de molécules de glucose. La cellulose confère au bois sa rigidité et sa résistance mécanique. Cependant, elle n'est pas responsable de sa durabilité naturelle. Les composés chimiques responsables de la durabilité naturelle du bois sont généralement classés en deux catégories : **les extraits non volatils et les extractibles volatils**.

* Les extraits non volatils sont des composés chimiques solubles dans l'eau ou dans des solvants organiques. Ils comprennent des substances telles que les tanins, les flavonoïdes et les lignanes. Ces composés sont synthétisés par l'arbre pour se défendre contre les attaques d'insectes et de champignons. Ils agissent en inhibant la croissance des microorganismes ou en interférant avec leur métabolisme. Certains extraits non volatils, comme les tanins, sont également responsables de la résistance du bois aux rayons UV.

* Les extractibles volatils sont des composés chimiques volatils, libérés par le bois sous forme de vapeurs ou de gaz. Ils comprennent des substances telles que les terpènes et les phénols. Ces composés ont des propriétés antimicrobiennes et insecticides, ce qui contribue à la résistance du bois aux organismes nuisibles.

L'interaction complexe entre ces composés chimiques confère au bois sa durabilité naturelle. Cependant, il est important de noter que la durabilité du bois peut varier d'une essence à l'autre en raison de différences dans la composition chimique et la concentration de ces composés. L'approche moléculaire de la durabilité naturelle du bois permet de mieux comprendre les mécanismes de protection naturelle du bois et peut être utilisée pour développer des stratégies de préservation et de traitement du bois plus efficaces.
<figure><img src="image_39.png" /></figure>

## Session 1 – Durabilité Naturelle du Bois (Mercredi 22/11 9h)

La durabilité naturelle du bois fait référence à la capacité intrinsèque du bois à résister à la dégradation causée par les insectes, les champignons et les intempéries. Différentes essences de bois présentent des niveaux variables de durabilité naturelle. Certains bois, tels que le cèdre rouge de l'Ouest et le teck, sont connus pour leur durabilité naturelle élevée. Ces essences contiennent des substances naturelles qui les rendent résistantes aux insectes et aux champignons, ce qui les rend appropriées pour une utilisation en extérieur sans traitement chimique supplémentaire. D'autres essences de bois, comme le pin, sont moins durables.

L'approche moléculaire de la durabilité naturelle du bois consiste à examiner les composants chimiques présents dans le bois qui contribuent à sa résistance naturelle aux insectes, aux champignons et aux intempéries. Le principal composant du bois est la cellulose, une macromolécule formée par l'enchaînement de molécules de glucose. La cellulose confère au bois sa rigidité et sa résistance mécanique. Cependant, elle n'est pas responsable de sa durabilité naturelle. Les composés chimiques responsables de la durabilité naturelle du bois sont généralement classés en deux catégories : **les extraits non volatils et les extractibles volatils**.

* Les extraits non volatils sont des composés chimiques solubles dans l'eau ou dans des solvants organiques. Ils comprennent des substances telles que les tanins, les flavonoïdes et les lignanes. Ces composés sont synthétisés par l'arbre pour se défendre contre les attaques d'insectes et de champignons. Ils agissent en inhibant la croissance des microorganismes ou en interférant avec leur métabolisme. Certains extraits non volatils, comme les tanins, sont également responsables de la résistance du bois aux rayons UV.

* Les extractibles volatils sont des composés chimiques volatils, libérés par le bois sous forme de vapeurs ou de gaz. Ils comprennent des substances telles que les terpènes et les phénols. Ces composés ont des propriétés antimicrobiennes et insecticides, ce qui contribue à la résistance du bois aux organismes nuisibles.

L'interaction complexe entre ces composés chimiques confère au bois sa durabilité naturelle. Cependant, il est important de noter que la durabilité du bois peut varier d'une essence à l'autre en raison de différences dans la composition chimique et la concentration de ces composés. L'approche moléculaire de la durabilité naturelle du bois permet de mieux comprendre les mécanismes de protection naturelle du bois et peut être utilisée pour développer des stratégies de préservation et de traitement du bois plus efficaces.
<figure><img src="image_39.png" /><figcaption>Marie-France THEVENON (Dr, HDR)</figcaption></figure>

Biologiste de formation, après un DEA et un Doctorat de Sciences du Bois, une expérience de R&D au Critt Bois d'Epinal, j'ai rejoint le CIRAD en 2001. Dans l'unité de recherche « Biomasse, Bois, Energie et Bio-produits » (BioWooEB), je travaille sur la durabilité naturelle du bois et de ses dérivés (évaluation et compréhension) ainsi que sur la mise au point de moyens de protection du bois et des ouvrages. Je participe à plusieurs comités de normalisation français et Européens relevant de ces domaines.

<figure><img src="image_40.png" /><figcaption>Christian BRETON (CRHC, INRAE, UMR 0588 BioForA)</figcaption></figure>

Après une maîtrise de Génétique, un DEA de Différenciation, Génétique et Immunologie et une thèse de Biotechnologie Végétale à l'université Lyon I, j'ai rejoint l'UMR BioForA (INRAE Val de Loire, Orléans) pour développer des recherches de physiologie moléculaire sur le développement des arbres. Les recherches que j'effectue depuis 1995 visent à mieux comprendre le développement des racines et la formation du bois de cœur pour intégrer de nouveaux marqueurs moléculaires spécifiques à ces deux processus de développement aux programmes d'amélioration en cours.
<figure><img src="image_40.png" /><figcaption>Marie-France THEVENON (Dr, HDR)</figcaption></figure>

Biologiste de formation, après un DEA et un Doctorat de Sciences du Bois, une expérience de R&D au Critt Bois d'Epinal, j'ai rejoint le CIRAD en 2001. Dans l'unité de recherche « Biomasse, Bois, Energie et Bio-produits » (BioWooEB), je travaille sur la durabilité naturelle du bois et de ses dérivés (évaluation et compréhension) ainsi que sur la mise au point de moyens de protection du bois et des ouvrages. Je participe à plusieurs comités de normalisation français et Européens relevant de ces domaines.

<figure><img src="image_41.png" /><figcaption>Christian BRETON (CRHC, INRAE, UMR 0588 BioForA)</figcaption></figure>

Après une maîtrise de Génétique, un DEA de Différenciation, Génétique et Immunologie et une thèse de Biotechnologie Végétale à l'université Lyon I, j'ai rejoint l'UMR BioForA (INRAE Val de Loire, Orléans) pour développer des recherches de physiologie moléculaire sur le développement des arbres. Les recherches que j'effectue depuis 1995 visent à mieux comprendre le développement des racines et la formation du bois de cœur pour intégrer de nouveaux marqueurs moléculaires spécifiques à ces deux processus de développement aux programmes d'amélioration en cours.
# La durabilité naturelle : une donnée essentielle pour un bon usage du bois et de ses matériaux dérivés

THEVENON Marie-France

CIRAD, UPR BioWooEB, F-34398 Montpellier, France
marie-france.thevenon@cirad.fr

**Mots clefs** : Durabilité naturelle, Organismes lignivores, Evaluation, Système normatif, Performance, Prédiction

## Résumé de la communication

La durabilité sera abordée sous l'angle de la résistance inhérente d'une essence de bois ou d'un matériau dérivé du bois vis-à-vis des agents biologiques de dégradation du bois, c'est ce que l'on nomme communément la « durabilité naturelle ». En Europe, la manière d'évaluer cette durabilité naturelle est spécifiquement décrite dans la norme EN350 (2016), laquelle est une norme « cadre » stipulant les méthodes d'échantillonnage, renvoyant à des normes spécifiques d'essai et établissant les principes de classification. Le bois présente une variabilité plus ou moins marquée, intra et inter-individus, selon son âge, sa provenance géographique et la classification de la durabilité naturelle doit pouvoir traduire cette variabilité. En outre, cette norme contient des tableaux répertoriant les données de durabilité et d'imprégnabilité de nombreuses essences d'intérêt en Europe, tableaux que nombre d'acteurs de la filière bois et de la construction utilisent régulièrement.

En fonction de la durabilité d'un bois et de la classe d'emploi dans laquelle il doit être mis en œuvre, il pourra alors être décidé de l'utiliser tel quel ou de recourir à un moyen de protection adapté, afin d'avoir une durée de vie de l'ouvrage en adéquation avec nos attentes.

Ainsi, la durabilité naturelle est une donnée clé pour l'usage du bois et des matériaux à base de bois, en étant une donnée d'importance dans la prédiction de leurs performances dans un environnement donné.

A travers des exemples, nous aborderons différents aspects de l'évaluation de la durabilité naturelle (méthodes, utilisation de vieillissement ou non, variabilité des essences) et nous nous prononcerons sur le statut du « bois imputrescible » trop souvent galvaudé.

## Références

EN 350 (2016) Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois – Méthodes d'essai et de classification de la durabilité vis-à-vis des agents biologiques du bois et des matériaux dérivés du bois, AFNOR.
# La durabilité naturelle : une donnée essentielle pour un bon usage du bois et de ses matériaux dérivés

THEVENON Marie-France

CIRAD, UPR BioWooEB, F-34398 Montpellier, France
marie-france.thevenon@cirad.fr

**Mots clefs** : Durabilité naturelle, Organismes lignivores, Evaluation, Système normatif, Performance, Prédiction

## Résumé de la communication

La durabilité sera abordée sous l'angle de la résistance inhérente d'une essence de bois ou d'un matériau dérivé du bois vis-à-vis des agents biologiques de dégradation du bois, c'est ce que l'on nomme communément la « durabilité naturelle ». En Europe, la manière d'évaluer cette durabilité naturelle est spécifiquement décrite dans la norme EN350 (2016), laquelle est une norme « cadre » stipulant les méthodes d'échantillonnage, renvoyant à des normes spécifiques d'essai et établissant les principes de classification. Le bois présente une variabilité plus ou moins marquée, intra et inter-individus, selon son âge, sa provenance géographique et la classification de la durabilité naturelle doit pouvoir traduire cette variabilité. En outre, cette norme contient des tableaux répertoriant les données de durabilité et d'imprégnabilité de nombreuses essences d'intérêt en Europe, tableaux que nombre d'acteurs de la filière bois et de la construction utilisent régulièrement.

En fonction de la durabilité d'un bois et de la classe d'emploi dans laquelle il doit être mis en œuvre, il pourra alors être décidé de l'utiliser tel quel ou de recourir à un moyen de protection adapté, afin d'avoir une durée de vie de l'ouvrage en adéquation avec nos attentes.

Ainsi, la durabilité naturelle est une donnée clé pour l'usage du bois et des matériaux à base de bois, en étant une donnée d'importance dans la prédiction de leurs performances dans un environnement donné.

A travers des exemples, nous aborderons différents aspects de l'évaluation de la durabilité naturelle (méthodes, utilisation de vieillissement ou non, variabilité des essences) et nous nous prononcerons sur le statut du « bois imputrescible » trop souvent galvaudé.

## Références

EN 350 (2016) Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois – Méthodes d'essai et de classification de la durabilité vis-à-vis des agents biologiques du bois et des matériaux dérivés du bois, AFNOR.
# De la physiologie moléculaire à la génétique de la formation du bois de cœur

BRETON Christian

INRAE - Val de Loire - Orléans, UMR 0588 BioForA, 45075 Orléans Cedex
christian.breton@inrae.fr

**Mots clefs** : duraminisation ; durabilité naturelle ; coloration ; marqueurs ; noyer noir ; robinier ; douglas

## Résumé de la communication

Contrairement à la différenciation du xylème issu de l'activité du cambium aboutissant à la formation des cernes de croissance, la formation du bois de cœur ou duramen débute quant à elle, après un certain nombre d'années dans la partie centrale du tronc et se propage de manière centrifuge au cours des années. Chez les espèces d'arbre concernées, la formation du bois de cœur se traduit par le développement d'une coloration du bois associée à des possibilités de valorisation en menuiserie, ébénisterie ou construction du fait de sa coloration (noyer, merisier) ou de sa durabilité naturelle chez certaines essences (douglas, mélèze, robinier). De fait, la formation du duramen constitue la dernière étape de différenciation du bois. Cette étape peut avoir lieu de nombreuses années après la xylogénèse marquée par la synthèse de lignines, de cellulose mais aussi par la mort programmée des cellules vasculaires et des fibres. A ce niveau du tronc, seul un très faible nombre de cellules du bois sont encore vivantes (rayons parenchymateux). Quels sont les rôles de ces cellules dans les phénomènes de coloration et dans la durabilité naturelle du bois de cœur ? Même si des caractéristiques physiques (taille des vaisseaux, épaisseur des parois, densité) ou biochimiques (compositions et teneurs en lignines, celluloses, extractibles, sucres, sels minéraux) sont mises en place dans l'aubier, le métabolisme spécifique et finalement la mort de ces cellules jouent des rôles importants dans la formation du bois de cœur, sa coloration et sa durabilité.

C'est dans ce cadre que nous nous sommes intéressés à la transition aubier-bois de cœur et à l'accumulation d'extractibles spécifiques qui selon les espèces peuvent être reliés à la coloration voire à la durabilité naturelle des bois. Au cours de cet exposé et sur la base de nos travaux successifs sur le noyer, le douglas et le robinier, je montrerai que (bien que complexe et difficile d'accès) la duraminisation représente selon les espèces considérées autant de modèles d'étude qui gagneraient à être mieux compris et maîtrisés (Fig. 1). Outre des aspects de valorisation industrielle (production d'extraits fluorescents et antimicrobiens), les travaux que nous avons menés chez le noyer, le douglas et le robinier par des approches complémentaires de physiologie, de biochimie, de biologie moléculaire ouvrent maintenant des perspectives intéressantes de phénotypage et de génotypage à haut débit. Le développement de ces technologies à haut débit pourrait notamment se baser sur les connaissances acquises sur les extractibles, les mécanismes physiologiques spécifiquement mis en jeu et finalement les gènes impliqués dans ces transitions de couleur et de durabilité.
# De la physiologie moléculaire à la génétique de la formation du bois de cœur

BRETON Christian

INRAE - Val de Loire - Orléans, UMR 0588 BioForA, 45075 Orléans Cedex
christian.breton@inrae.fr

**Mots clefs** : duraminisation ; durabilité naturelle ; coloration ; marqueurs ; noyer noir ; robinier ; douglas

## Résumé de la communication

Contrairement à la différenciation du xylème issu de l'activité du cambium aboutissant à la formation des cernes de croissance, la formation du bois de cœur ou duramen débute quant à elle, après un certain nombre d'années dans la partie centrale du tronc et se propage de manière centrifuge au cours des années. Chez les espèces d'arbre concernées, la formation du bois de cœur se traduit par le développement d'une coloration du bois associée à des possibilités de valorisation en menuiserie, ébénisterie ou construction du fait de sa coloration (noyer, merisier) ou de sa durabilité naturelle chez certaines essences (douglas, mélèze, robinier). De fait, la formation du duramen constitue la dernière étape de différenciation du bois. Cette étape peut avoir lieu de nombreuses années après la xylogénèse marquée par la synthèse de lignines, de cellulose mais aussi par la mort programmée des cellules vasculaires et des fibres. A ce niveau du tronc, seul un très faible nombre de cellules du bois sont encore vivantes (rayons parenchymateux). Quels sont les rôles de ces cellules dans les phénomènes de coloration et dans la durabilité naturelle du bois de cœur ? Même si des caractéristiques physiques (taille des vaisseaux, épaisseur des parois, densité) ou biochimiques (compositions et teneurs en lignines, celluloses, extractibles, sucres, sels minéraux) sont mises en place dans l'aubier, le métabolisme spécifique et finalement la mort de ces cellules jouent des rôles importants dans la formation du bois de cœur, sa coloration et sa durabilité.

C'est dans ce cadre que nous nous sommes intéressés à la transition aubier-bois de cœur et à l'accumulation d'extractibles spécifiques qui selon les espèces peuvent être reliés à la coloration voire à la durabilité naturelle des bois. Au cours de cet exposé et sur la base de nos travaux successifs sur le noyer, le douglas et le robinier, je montrerai que (bien que complexe et difficile d'accès) la duraminisation représente selon les espèces considérées autant de modèles d'étude qui gagneraient à être mieux compris et maîtrisés (Fig. 1). Outre des aspects de valorisation industrielle (production d'extraits fluorescents et antimicrobiens), les travaux que nous avons menés chez le noyer, le douglas et le robinier par des approches complémentaires de physiologie, de biochimie, de biologie moléculaire ouvrent maintenant des perspectives intéressantes de phénotypage et de génotypage à haut débit. Le développement de ces technologies à haut débit pourrait notamment se baser sur les connaissances acquises sur les extractibles, les mécanismes physiologiques spécifiquement mis en jeu et finalement les gènes impliqués dans ces transitions de couleur et de durabilité.
<figure><img src="image_41.png" /></figure>

Fig. 1 : Récapitulatif des recherches engagées sur les processus de duraminisation ayant lieu chez trois espèces modèles (2000-présent) : Jusqu'à présent, l'essentiel des travaux de physiologie moléculaire (saisonnalité de l'expansion du bois de cœur, biochimie des extractibles, biologie moléculaire et clonage d'ADNc, transcriptomique) ont été abordé sur de faibles nombres d'individu de noyer noir, douglas et robinier. Ils ont notamment permis de définir la zone de transition aubier-bois de cœur (ZT) à partir de laquelle le clonage ou le séquençage des gènes exprimés au cours des saisons lors de la formation du bois de cœur ont pu être caractérisés. L'utilisation des nouvelles techniques de phénotypage (SPIR-MIR) et de génotypage (NGS, SNPs) haut-débit dans le cadre des programmes d'amélioration en cours chez le douglas et le robinier (sélectionnés jusqu'à présent principalement selon des critères de croissance et de forme) devrait permettre maintenant d'y ajouter des composantes « qualité du bois ».

## Remerciements

C.B. tient ici à remercier les membres de la plateforme Phénobois d'Orléans (Nathalie Boizot, Nassim Belmokhtar, Kévin Ader, Orlane Touzet), Guy Costa (Université de Limoges), Philippe Bernier (UEFP, Inrae Pierroton) et Dominique Merzeau (CNPF) pour leur implication et soutien indéfectible ; la Région Centre Val de Loire pour le financement des projets IR ValRob (2012-2016, convention 00073766) et WoodProActif (2020-2024, convention 00138879) ; les pôles de compétitivité Cosmetic Valley et Végépolys Valley pour leur soutien.

## Références

Durand S., Plazanet I., Boizot N. Breton C., Costa G. (BMC, sous presse) Transcriptomic monitoring of Douglas-fir heartwood formation.

Bostyn S., Destandau E., Charpentier J.-P., Serrano V., Seigneuret J.-M., Breton C. (2018) Optimization and kinetic modelling of robinetin and dihydrorobinetin extraction from *Robinia pseudoacacia* wood. Industrial Crops and Products, 126, 22-30.

Destandau E., Charpentier J.-P., Bostyn S., Zubrzycki S., Serrano V., Seigneuret J.-M., Breton C. (2016) Gram-Scale Purification of Dihydrorobinetin from *Robinia pseudoacacia* L. Wood by Centrifugal Partition Chromatography. Separations, 3 (3), 12 p.
<figure><img src="image_42.png" /></figure>

Fig. 1 : Récapitulatif des recherches engagées sur les processus de duraminisation ayant lieu chez trois espèces modèles (2000-présent) : Jusqu'à présent, l'essentiel des travaux de physiologie moléculaire (saisonnalité de l'expansion du bois de cœur, biochimie des extractibles, biologie moléculaire et clonage d'ADNc, transcriptomique) ont été abordé sur de faibles nombres d'individu de noyer noir, douglas et robinier. Ils ont notamment permis de définir la zone de transition aubier-bois de cœur (ZT) à partir de laquelle le clonage ou le séquençage des gènes exprimés au cours des saisons lors de la formation du bois de cœur ont pu être caractérisés. L'utilisation des nouvelles techniques de phénotypage (SPIR-MIR) et de génotypage (NGS, SNPs) haut-débit dans le cadre des programmes d'amélioration en cours chez le douglas et le robinier (sélectionnés jusqu'à présent principalement selon des critères de croissance et de forme) devrait permettre maintenant d'y ajouter des composantes « qualité du bois ».

## Remerciements

C.B. tient ici à remercier les membres de la plateforme Phénobois d'Orléans (Nathalie Boizot, Nassim Belmokhtar, Kévin Ader, Orlane Touzet), Guy Costa (Université de Limoges), Philippe Bernier (UEFP, Inrae Pierroton) et Dominique Merzeau (CNPF) pour leur implication et soutien indéfectible ; la Région Centre Val de Loire pour le financement des projets IR ValRob (2012-2016, convention 00073766) et WoodProActif (2020-2024, convention 00138879) ; les pôles de compétitivité Cosmetic Valley et Végépolys Valley pour leur soutien.

## Références

Durand S., Plazanet I., Boizot N. Breton C., Costa G. (BMC, sous presse) Transcriptomic monitoring of Douglas-fir heartwood formation.

Bostyn S., Destandau E., Charpentier J.-P., Serrano V., Seigneuret J.-M., Breton C. (2018) Optimization and kinetic modelling of robinetin and dihydrorobinetin extraction from Robinia pseudoacacia wood. Industrial Crops and Products, 126, 22-30.

Destandau E., Charpentier J.-P., Bostyn S., Zubrzycki S., Serrano V., Seigneuret J.-M., Breton C. (2016) Gram-Scale Purification of Dihydrorobinetin from Robinia pseudoacacia L. Wood by Centrifugal Partition Chromatography. Separations, 3 (3), 12 p.
Plazanet I., Zerrouki R., Lhernould S., Breton C., Costa G. (2015) Direct Immunological Detection of Wood Cell Wall Polysaccharides after Microwave-Assisted Ionic Liquid Disruption. Journal of Glycobiology 4 (1), 4 p.

Beritognolo I., Magel E., A. Abdel-latif, Charpentier J.P., Jay-Allemand C. and Breton C. (2002) Expression of genes encoding chalcone synthase, flavanone 3-hydroxylase, and dihydroflavonol 4-reductase correlates with flavanol accumulation during heartwood formation in *Juglans nigra* L. Tree Physiol. 22: 291-300.
Plazanet I., Zerrouki R., Lhernould S., Breton C., Costa G. (2015) Direct Immunological Detection of Wood Cell Wall Polysaccharides after Microwave-Assisted Ionic Liquid Disruption. Journal of Glycobiology 4 (1), 4 p.

Beritognolo I., Magel E., A. Abdel-latif, Charpentier J.P., Jay-Allemand C. and Breton C. (2002) Expression of genes encoding chalcone synthase, flavanone 3-hydroxylase, and dihydroflavonol 4-reductase correlates with flavanol accumulation during heartwood formation in *Juglans nigra* L. Tree Physiol. 22: 291-300.
<figure><img src="image_42.png" /></figure>

## Session 2 – La durabilité Conférée du bois (Mercredi 22/11 14h)

La durabilité conférée au bois par une approche physico-chimique fait référence à l'amélioration de la résistance du bois face aux agents biologiques tels que les champignons, les insectes et les microorganismes responsables de la décomposition. Cette approche vise à prolonger la durée de vie du bois en le rendant moins sensible à la dégradation. Il existe différentes méthodes physico-chimiques utilisées pour renforcer la durabilité du bois. Voici quelques-unes des approches couramment utilisées :

* Traitement sous pression : Cette méthode implique l'injection d'un produit chimique protecteur dans le bois sous pression. Les produits chimiques couramment utilisés incluent des sels minéraux et des composés organiques. Ces produits chimiques pénètrent dans les cellules du bois et agissent en tant qu'inhibiteurs de croissance pour les organismes nuisibles.

* Modification chimique : Cette approche implique la modification de la structure chimique du bois pour améliorer sa durabilité. Par exemple, le bois peut être traité avec des réactifs chimiques pour former des composés résistants à la décomposition biologique.

* Modification thermique : Cette méthode consiste à exposer le bois à des températures élevées dans un environnement contrôlé, généralement dans une atmosphère sans oxygène. Cela provoque des changements chimiques et physiques dans le bois, augmentant sa résistance à la dégradation.

* Utilisation de produits naturels : Certains extraits de plantes ou d'arbres peuvent être utilisés pour améliorer la durabilité du bois. Par exemple, l'utilisation d'huiles essentielles de plantes répulsives peut aider à prévenir l'infestation d'insectes.

Ces méthodes physico-chimiques peuvent être utilisées individuellement ou combinées pour obtenir des niveaux accrus de durabilité du bois. Il est important de noter que chaque méthode a ses avantages et ses limites, et le choix de l'approche dépendra de divers facteurs tels que l'application prévue, le coût, l'impact environnemental et les réglementations en vigueur.
<figure><img src="image_43.png" /></figure>

## Session 2 – La durabilité Conférée du bois (Mercredi 22/11 14h)

La durabilité conférée au bois par une approche physico-chimique fait référence à l'amélioration de la résistance du bois face aux agents biologiques tels que les champignons, les insectes et les microorganismes responsables de la décomposition. Cette approche vise à prolonger la durée de vie du bois en le rendant moins sensible à la dégradation. Il existe différentes méthodes physico-chimiques utilisées pour renforcer la durabilité du bois. Voici quelques-unes des approches couramment utilisées :

* Traitement sous pression : Cette méthode implique l'injection d'un produit chimique protecteur dans le bois sous pression. Les produits chimiques couramment utilisés incluent des sels minéraux et des composés organiques. Ces produits chimiques pénètrent dans les cellules du bois et agissent en tant qu'inhibiteurs de croissance pour les organismes nuisibles.

* Modification chimique : Cette approche implique la modification de la structure chimique du bois pour améliorer sa durabilité. Par exemple, le bois peut être traité avec des réactifs chimiques pour former des composés résistants à la décomposition biologique.

* Modification thermique : Cette méthode consiste à exposer le bois à des températures élevées dans un environnement contrôlé, généralement dans une atmosphère sans oxygène. Cela provoque des changements chimiques et physiques dans le bois, augmentant sa résistance à la dégradation.

* Utilisation de produits naturels : Certains extraits de plantes ou d'arbres peuvent être utilisés pour améliorer la durabilité du bois. Par exemple, l'utilisation d'huiles essentielles de plantes répulsives peut aider à prévenir l'infestation d'insectes.

Ces méthodes physico-chimiques peuvent être utilisées individuellement ou combinées pour obtenir des niveaux accrus de durabilité du bois. Il est important de noter que chaque méthode a ses avantages et ses limites, et le choix de l'approche dépendra de divers facteurs tels que l'application prévue, le coût, l'impact environnemental et les réglementations en vigueur.
<figure><img src="image_43.png" /><figcaption>Joris VAN ACKER (Professor, Université de Gent, BE)</figcaption></figure>

Joris VAN ACKER started his career with a PhD grant in 1984 and then moved on to work as production manager in a plywood mill. He returned to UGent first as private project leader in 1988 and later as research assistant and senior researcher at UGent-Woodlab. Since 2005 Joris Van Acker is professor at UGent and head of the research group UGent-Woodlab, which is also part of the UGent Centre for X-ray Tomography (UGCT). He is Past President of InnovaWood (European federation of wood research institutes) and of the International Research Group on Wood Protection (IRG-WP). He was up to recently president of the ProPopulus organization and is still leading the Working Party on Production Systems for the Bioeconomy of the International Commission on Poplars and Other Fast-Growing Trees Sustaining People and the Environment (IPC) of FAO. He is (co-)author of over 170 publications in refereed journals and he is member of the Wallenberg Prize selection committee.

<figure><img src="image_44.png" /><figcaption>Sandrine BOUQUILLON (Professeur, Université de Reims)</figcaption></figure>

Sandrine Bouquillon obtient son diplôme d'ingénieur chimiste en 1989 à Strasbourg, puis soutient une thèse de doctorat en 1993 à l'Université Paul Sabatier de Toulouse dont la thématique est la préparation de complexes organométalliques pour l'imagerie médicale. Après 18 mois de post doc au Max Planck Institut für Kohlenforschung à Mülheim/Ruhr en Allemagne en catalyse, elle exerce ensuite les fonctions d'ATER à l'Université Joseph Fourier de Grenoble. Nommée en 1996 maître de conférences à l'Université de Reims Champagne-Ardenne, elle travaille sur la synthèse de complexes métalliques (Pd, Pt) chiraux pour la catalyse homogène et la médecine et amorce ses travaux sur la valorisation d'agro-ressources. Après avoir soutenu son HDR en décembre 2002, elle est nommée professeur à l'Université de Reims Champagne-Ardenne et exerce ses activités de recherche à l'Institut de Chimie Moléculaire de Reims (UMR CNRS 7312) sur la préparation et l'utilisation de composés issus de la valorisation de la biomasse (dendrimères, liquides ioniques et tensioactifs). Son travail est valorisé notamment par 90 publications et 4 brevets.
<figure><img src="image_44.png" /><figcaption>Joris VAN ACKER (Professor, Université de Gent, BE)</figcaption></figure>

Joris VAN ACKER started his career with a PhD grant in 1984 and then moved on to work as production manager in a plywood mill. He returned to UGent first as private project leader in 1988 and later as research assistant and senior researcher at UGent-Woodlab. Since 2005 Joris Van Acker is professor at UGent and head of the research group UGent-Woodlab, which is also part of the UGent Centre for X-ray Tomography (UGCT). He is Past President of InnovaWood (European federation of wood research institutes) and of the International Research Group on Wood Protection (IRG-WP). He was up to recently president of the ProPopulus organization and is still leading the Working Party on Production Systems for the Bioeconomy of the International Commission on Poplars and Other Fast-Growing Trees Sustaining People and the Environment (IPC) of FAO. He is (co-)author of over 170 publications in refereed journals and he is member of the Wallenberg Prize selection committee.

<figure><img src="image_45.png" /><figcaption>Sandrine BOUQUILLON (Professeur, Université de Reims)</figcaption></figure>

Sandrine Bouquillon obtient son diplôme d'ingénieur chimiste en 1989 à Strasbourg, puis soutient une thèse de doctorat en 1993 à l'Université Paul Sabatier de Toulouse dont la thématique est la préparation de complexes organométalliques pour l'imagerie médicale. Après 18 mois de post doc au Max Planck Institut für Kohlenforschung à Mülheim/Ruhr en Allemagne en catalyse, elle exerce ensuite les fonctions d'ATER à l'Université Joseph Fourier de Grenoble. Nommée en 1996 maître de conférences à l'Université de Reims Champagne-Ardenne, elle travaille sur la synthèse de complexes métalliques (Pd, Pt) chiraux pour la catalyse homogène et la médecine et amorce ses travaux sur la valorisation d'agro-ressources. Après avoir soutenu son HDR en décembre 2002, elle est nommée professeur à l'Université de Reims Champagne-Ardenne et exerce ses activités de recherche à l'Institut de Chimie Moléculaire de Reims (UMR CNRS 7312) sur la préparation et l'utilisation de composés issus de la valorisation de la biomasse (dendrimères, liquides ioniques et tensioactifs). Son travail est valorisé notamment par 90 publications et 4 brevets.
# Enhancing resistance against decay and improve fire safety of engineered wood products

VAN ACKER Joris

Ghent University, Laboratory of Wood Technology (UGent-Woodlab), Department of Environment, Faculty of Bioscience Engineering, Coupure links 653, 9000 Ghent, Belgium
Joris.VanAcker@UGent.be

**Keywords:** Cross Laminated Timber, Service life, Treatments, Decay resistance, Fire safety

## Abstract

Bio-based building products are considered key in our future socio-economic environment, since they are a very relevant nature-based solution (NbS) to climate change. The statement of President von der Leyen (European commission) to turn the construction sector into a carbon sink is critical in this respect: bio-based materials should be used on a larger and more targeted scale in the future. The long-term use of materials is therefore very important since we need to improve the lifespan of renewable materials to increase its carbon sink potential.

Hence wood is increasingly considered as a main building material. Service life aspects are critical in relation to the EU Construction Products Regulation (CPR). Traditional treatments to protect against fungal decay and the impact of fire are not always performing adequately and often environmental impact has been an important consideration. The option to enhance wood properties using innovative technologies can be combined with better definition of the expectations and requirements. Besides focusing on combined innovative treatments of the wood matrix, also envelope treatments similar to the use of coatings can be envisaged. This all should lead to an increased use of timber and engineered wood products for green building. This paper mainly focusses on the increased use and high potential of CLT (Cross Laminated Timber) and options to use hardwoods and modified wood (like TMT) in relation to moisture dynamics to come to fit-for-purpose material properties even under more hazardous circumstances.

CLT has become a commodity construction product for green building and hence options are explored to cover alongside standard product use also enhanced performance based on material properties and a range of technology tools. Enhanced performance is often related to fire safety and extending service life under conditions with more risk of longer time of wetness, use classes 2 and even 3 according to EN 335. Modern decision support systems can be based on a range of parameters and specific for the functionalities fire safety and service life several technology pathways are feasible leading in future to multi criteria decision making (MCDM) tools for CLT applications A first one is based one built in or add on component that lead to enhanced performance like the use of plasterboard to increase fire safety. A second technology tool is protection by design that related to service life mainly focusses on avoiding higher moisture content by including barriers to prevent rain impact during construction and leakage and condensation issues during use. When moving towards use class 3, exterior applications, it becomes more relevant to increase the inherent or natural durability against decaying organisms by adding specific treatments in the range of wood preservation and wood modification. Nevertheless, also impacting on the moisture dynamics can be part of the solution, e.g. by means of coatings. Finally, there is the option to combine both fire and decay resistance with often the critical parameter of fixation of active ingredients. This clearly is a technology tool
# Enhancing resistance against decay and improve fire safety of engineered wood products

VAN ACKER Joris

Ghent University, Laboratory of Wood Technology (UGent-Woodlab), Department of Environment, Faculty of Bioscience Engineering, Coupure links 653, 9000 Ghent, Belgium
Joris.VanAcker@UGent.be

**Keywords:** Cross Laminated Timber, Service life, Treatments, Decay resistance, Fire safety

## Abstract

Bio-based building products are considered key in our future socio-economic environment, since they are a very relevant nature-based solution (NbS) to climate change. The statement of President von der Leyen (European commission) to turn the construction sector into a carbon sink is critical in this respect: bio-based materials should be used on a larger and more targeted scale in the future. The long-term use of materials is therefore very important since we need to improve the lifespan of renewable materials to increase its carbon sink potential.

Hence wood is increasingly considered as a main building material. Service life aspects are critical in relation to the EU Construction Products Regulation (CPR). Traditional treatments to protect against fungal decay and the impact of fire are not always performing adequately and often environmental impact has been an important consideration. The option to enhance wood properties using innovative technologies can be combined with better definition of the expectations and requirements. Besides focusing on combined innovative treatments of the wood matrix, also envelope treatments similar to the use of coatings can be envisaged. This all should lead to an increased use of timber and engineered wood products for green building. This paper mainly focusses on the increased use and high potential of CLT (Cross Laminated Timber) and options to use hardwoods and modified wood (like TMT) in relation to moisture dynamics to come to fit-for-purpose material properties even under more hazardous circumstances.

CLT has become a commodity construction product for green building and hence options are explored to cover alongside standard product use also enhanced performance based on material properties and a range of technology tools. Enhanced performance is often related to fire safety and extending service life under conditions with more risk of longer time of wetness, use classes 2 and even 3 according to EN 335. Modern decision support systems can be based on a range of parameters and specific for the functionalities fire safety and service life several technology pathways are feasible leading in future to multi criteria decision making (MCDM) tools for CLT applications A first one is based one built in or add on component that lead to enhanced performance like the use of plasterboard to increase fire safety. A second technology tool is protection by design that related to service life mainly focusses on avoiding higher moisture content by including barriers to prevent rain impact during construction and leakage and condensation issues during use. When moving towards use class 3, exterior applications, it becomes more relevant to increase the inherent or natural durability against decaying organisms by adding specific treatments in the range of wood preservation and wood modification. Nevertheless, also impacting on the moisture dynamics can be part of the solution, e.g. by means of coatings. Finally, there is the option to combine both fire and decay resistance with often the critical parameter of fixation of active ingredients. This clearly is a technology tool
still to be explored beyond current state of the art, but could bring an extra boost to the use of CLT.
still to be explored beyond current state of the art, but could bring an extra boost to the use of CLT.
# Synthèse de liquides ioniques biosourcés pour la dissolution de polymères issus de bois et l'extraction de composés bioactifs

BOUQUILLON Sandrine

Institut de Chimie Moléculaire de Reims (ICMR - UMR 7312 CNRS)
sandrine.bouquillon@univ-reims.fr

**Mots clefs** : liquides ioniques, biomasse, lignine, dissolution, extraction

## Résumé de la communication

Dans le contexte actuel lié aux questions sur le développement durable, à la disponibilité des matières premières d'origine pétrochimique et à la naturalité souhaitée par les consommateurs, le terme « biosourcé » apparaît de plus en plus. Nous avons développé des liquides ioniques biosourcés qui sont, tout d'abord, préparés selon plusieurs principes de chimie verte, à partir d'agro-ressources qui constituent une alternative innovante et intéressante en matière de sourcing. Ces solvants présentent de faibles toxicités (éco- & cyto-toxicité) et peuvent être utilisés dans la dissolution de biopolymères (cellulose ou lignine Kraft) en vue de les transformer. Ces solvants peuvent également être utilisés pour l'extraction de composés bioactifs, à partir de sourcing végétal.

## Remerciements

Nous remercions l'URCA et le FEDER (Cadre d'Excellence Amisolver) pour les bourses post-doctorales (Dalila Saaoui & Jean-Pierre Mbakidi) et le soutien financier ainsi que la SATT Nord pour le soutien financier d'un poste d'ingénieur (Jean-Pierre Mbakidi).

## Références

Mbakidi J.-P., Bouquillon S. (2020) PCT/EP2020/070365.

Mbakidi J.-P., Barjhoux I., Aguibi K., Geffard G., Rioult D., Palos Ladeiro M., Bouquillon S. (2021) Synthesis of New Betaine-Based Ionic Liquids by Using a “One-Pot” Amidation Process and Evaluation of Their Ecotoxicity through a New Method Involving a Hemocyte-Based Bioassay. ACS Sustainable Chem. Eng. 2021, 9, 15427.

Mbakidi J.-P., Kerkache A., F. Lazar F., Bouquillon S. (2022) Dissolution of Cellulose and Lignin with Biobased Ionic Liquids. J. Solution Chem. 2022, 51(3): 1.

Feuzing F., Mbakidi J.-P., Lazar L., Marchal L., Leroy E., Bouquillon S. (2023) Biobased ionic liquids as solvents of paramylon. J. Mol. Liquids 2023, 370, 120983.
# Synthèse de liquides ioniques biosourcés pour la dissolution de polymères issus de bois et l'extraction de composés bioactifs

BOUQUILLON Sandrine

Institut de Chimie Moléculaire de Reims (ICMR - UMR 7312 CNRS)
sandrine.bouquillon@univ-reims.fr

**Mots clefs** : liquides ioniques, biomasse, lignine, dissolution, extraction

## Résumé de la communication

Dans le contexte actuel lié aux questions sur le développement durable, à la disponibilité des matières premières d'origine pétrochimique et à la naturalité souhaitée par les consommateurs, le terme « biosourcé » apparaît de plus en plus. Nous avons développé des liquides ioniques biosourcés qui sont, tout d'abord, préparés selon plusieurs principes de chimie verte, à partir d'agro-ressources qui constituent une alternative innovante et intéressante en matière de sourcing. Ces solvants présentent de faibles toxicités (éco- & cyto-toxicité) et peuvent être utilisés dans la dissolution de biopolymères (cellulose ou lignine Kraft) en vue de les transformer. Ces solvants peuvent également être utilisés pour l'extraction de composés bioactifs, à partir de sourcing végétal.

## Remerciements

Nous remercions l'URCA et le FEDER (Cadre d'Excellence Amisolver) pour les bourses post-doctorales (Dalila Saaoui & Jean-Pierre Mbakidi) et le soutien financier ainsi que la SATT Nord pour le soutien financier d'un poste d'ingénieur (Jean-Pierre Mbakidi).

## Références

Mbakidi J.-P., Bouquillon S. (2020) PCT/EP2020/070365.

Mbakidi J.-P., Barjhoux I., Aguibi K., Geffard G., Rioult D., Palos Ladeiro M., Bouquillon S. (2021) Synthesis of New Betaine-Based Ionic Liquids by Using a “One-Pot” Amidation Process and Evaluation of Their Ecotoxicity through a New Method Involving a Hemocyte-Based Bioassay. ACS Sustainable Chem. Eng. 2021, 9, 15427.

Mbakidi J.-P., Kerkache A., F. Lazar F., Bouquillon S. (2022) Dissolution of Cellulose and Lignin with Biobased Ionic Liquids. J. Solution Chem. 2022, 51(3): 1.

Feuzing F., Mbakidi J.-P., Lazar L., Marchal L., Leroy E., Bouquillon S. (2023) Biobased ionic liquids as solvents of paramylon. J. Mol. Liquids 2023, 370, 120983.
<figure><img src="image_45.png" /></figure>

## Session 3 – La Résilience Temporelle (Jeudi 23/11 9h)

La durabilité du bois archéologique dépend de nombreux facteurs, notamment de l'essence de bois, de son environnement de conservation et des traitements qui lui ont été appliqués. Dans les conditions normales, le bois archéologique est sujet à la décomposition biologique, à la pourriture, à l'attaque d'insectes et à d'autres formes de dégradation. Cependant, dans certains cas, le bois peut être préservé pendant de longues périodes en raison de conditions environnementales particulières. Par exemple, le bois immergé dans des environnements anaérobies (sans oxygène) comme les marais, les tourbières ou les fonds marins peut être préservé pendant des siècles voire des millénaires. Lorsque le bois archéologique est récupéré, il est généralement très dégradé et fragile. Pour le préserver, différentes techniques peuvent être utilisées :

* **Consolidation** : Des agents de consolidation tels que des résines ou des polymères peuvent être utilisés pour renforcer la structure du bois et éviter qu'il ne se désagrège davantage.

* **Désalinisation** : Si le bois a été exposé à des milieux salins, il est important de le désaliniser pour éviter les dommages supplémentaires causés par les sels.

* **Stabilisation chimique** : Certains traitements chimiques peuvent être appliqués pour arrêter les processus de décomposition et protéger le bois contre les attaques d'insectes et de champignons.

* **Contrôle de l'environnement** : Les conditions environnementales, telles que la température, l'humidité et la lumière, doivent être soigneusement contrôlées dans les espaces de conservation pour préserver le bois archéologique. Des mesures telles que la stabilisation de l'humidité relative et la protection contre les rayons UV peuvent être mises en place.

Il est important de noter que la durabilité du bois archéologique peut varier considérablement en fonction de son état initial, de sa composition chimique et des méthodes de conservation utilisées. La recherche continue dans le domaine de la conservation permet de développer de nouvelles techniques pour préserver le bois archéologique de manière durable.
<figure><img src="image_46.png" /></figure>

## Session 3 – La Résilience Temporelle (Jeudi 23/11 9h)

La durabilité du bois archéologique dépend de nombreux facteurs, notamment de l'essence de bois, de son environnement de conservation et des traitements qui lui ont été appliqués. Dans les conditions normales, le bois archéologique est sujet à la décomposition biologique, à la pourriture, à l'attaque d'insectes et à d'autres formes de dégradation. Cependant, dans certains cas, le bois peut être préservé pendant de longues périodes en raison de conditions environnementales particulières. Par exemple, le bois immergé dans des environnements anaérobies (sans oxygène) comme les marais, les tourbières ou les fonds marins peut être préservé pendant des siècles voire des millénaires. Lorsque le bois archéologique est récupéré, il est généralement très dégradé et fragile. Pour le préserver, différentes techniques peuvent être utilisées :

* **Consolidation** : Des agents de consolidation tels que des résines ou des polymères peuvent être utilisés pour renforcer la structure du bois et éviter qu'il ne se désagrège davantage.

* **Désalinisation** : Si le bois a été exposé à des milieux salins, il est important de le désaliniser pour éviter les dommages supplémentaires causés par les sels.

* **Stabilisation chimique** : Certains traitements chimiques peuvent être appliqués pour arrêter les processus de décomposition et protéger le bois contre les attaques d'insectes et de champignons.

* **Contrôle de l'environnement** : Les conditions environnementales, telles que la température, l'humidité et la lumière, doivent être soigneusement contrôlées dans les espaces de conservation pour préserver le bois archéologique. Des mesures telles que la stabilisation de l'humidité relative et la protection contre les rayons UV peuvent être mises en place.

Il est important de noter que la durabilité du bois archéologique peut varier considérablement en fonction de son état initial, de sa composition chimique et des méthodes de conservation utilisées. La recherche continue dans le domaine de la conservation permet de développer de nouvelles techniques pour préserver le bois archéologique de manière durable.
<figure><img src="image_46.png" /></figure>

François BLONDEL (Post-Doctorant, Institut des Sciences de l'Environnement, Université de Genève)

Docteur en archéologue et dendrochronologue, François s'intéresse à la caractérisation des modes d'exploitation et d'approvisionnement des ressources ligneuses de la protohistoire à l'Antiquité tardive. Ces recherches portent à la compréhension des modes de transformation, de diffusion et d'utilisation du bois à partir des collections archéologiques, afin de renseigner la place du bois et son système économique dans les sociétés et de caractériser l'impact de l'homme et des évènements climatiques sur les espaces forestiers. Post-doctorant à l'Institut des Sciences de l'Environnement (ISE) de l'Université de Genève, François est impliqué dans le projet SNF : « The Roman Egypt Laboratory » où il travaille sur la constitution de référentiels de bois importés en Egypte à partir de collections archéologiques afin de percevoir l'impact du climat de cette province de l'Empire romain.

<figure><img src="image_47.png" /></figure>

Christophe CORONA (Directeur de Recherche CNRS, Laboratoire d'Ecologie Alpine, UMR UGA-USMB-CNRS 5553, Genève)

Directeur de Recherche CNRS au laboratoire d'écologie Alpine (Université Grenoble Alpes), ma recherche est basée sur l'utilisation des cernes de croissance des arbres comme bioindicateurs et intégrateurs des fluctuations environnementales. Mes travaux visent notamment à utiliser les cernes de croissance pour reconstruire les variations du climat au cours de l'Holocène et mieux comprendre le rôle des forçages naturels (éruptions volcaniques, insolation, variabilité interne) et anthropique sur les fluctuations reconstruites.
<figure><img src="image_47.png" /></figure>

François BLONDEL (Post-Doctorant, Institut des Sciences de l'Environnement, Université de Genève)

Docteur en archéologue et dendrochronologue, François s'intéresse à la caractérisation des modes d'exploitation et d'approvisionnement des ressources ligneuses de la protohistoire à l'Antiquité tardive. Ces recherches portent à la compréhension des modes de transformation, de diffusion et d'utilisation du bois à partir des collections archéologiques, afin de renseigner la place du bois et son système économique dans les sociétés et de caractériser l'impact de l'homme et des évènements climatiques sur les espaces forestiers. Post-doctorant à l'Institut des Sciences de l'Environnement (ISE) de l'Université de Genève, François est impliqué dans le projet SNF : « The Roman Egypt Laboratory » où il travaille sur la constitution de référentiels de bois importés en Egypte à partir de collections archéologiques afin de percevoir l'impact du climat de cette province de l'Empire romain.

<figure><img src="image_48.png" /></figure>

Christophe CORONA (Directeur de Recherche CNRS, Laboratoire d'Ecologie Alpine, UMR UGA-USMB-CNRS 5553, Genève)

Directeur de Recherche CNRS au laboratoire d'écologie Alpine (Université Grenoble Alpes), ma recherche est basée sur l'utilisation des cernes de croissance des arbres comme bioindicateurs et intégrateurs des fluctuations environnementales. Mes travaux visent notamment à utiliser les cernes de croissance pour reconstruire les variations du climat au cours de l'Holocène et mieux comprendre le rôle des forçages naturels (éruptions volcaniques, insolation, variabilité interne) et anthropique sur les fluctuations reconstruites.
# Le bois archéologique face au réchauffement climatique :
une durabilité mise à l'épreuve

BLONDEL François

C-CIA - Institut des Sciences de l'Environnement, Université de Genève
Chrono-environnement UMR 6249, Besançon
francois.blondel@unige.ch

**Mots clefs** : Bois gorgé d'eau, matériau périssable, archéologie des zones humides

## Résumé de la communication

Les bois archéologiques, et principalement ceux gorgés d'eau, sont fragiles en raison des conditions spécifiques et particulières à leur conservation. Face au réchauffement climatique, quels risques encourront ces vestiges ? Ne sont-ils pas voués à se dégrader et à disparaître au fur et à mesure que le niveau des nappes phréatiques, des cours d'eau, des zones humides se trouve directement impacté par la hausse des températures et la succession des stress hydriques saison après saison.

La durabilité des matériaux ligneux en contexte archéologique n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. Depuis la découverte des sites palafittiques, comme le site de La Tène par exemple, les archéologues, les spécialistes des bois, les restaurateurs n'ont eu de cesse de développer de nouvelles techniques pour étendre les analyses, riches d'informations, et pour améliorer la conservation de ce matériau archéologique périssable. Qu'en est-il aujourd'hui ? À partir d'exemples de découvertes de bois, cette présentation exposera l'impact des risques et des conséquences du réchauffement climatique sur les bois gorgés d'eau, notamment à partir de l'exemple des puits (Fig. 1), qui constituent l'une des structures les plus sensibles face à ces bouleversements.

<figure><img src="image_48.png" /><figcaption>Fig. 1 : Cuvelage en chêne d'un puits découvert sur le site du Champ du Four à Saint-Marcel (Saône-et-Loire) (d'après Blondel et Collet 2023).</figcaption></figure>
# Le bois archéologique face au réchauffement climatique :
une durabilité mise à l'épreuve

BLONDEL François

C-CIA - Institut des Sciences de l'Environnement, Université de Genève
Chrono-environnement UMR 6249, Besançon
francois.blondel@unige.ch

**Mots clefs** : Bois gorgé d'eau, matériau périssable, archéologie des zones humides

## Résumé de la communication

Les bois archéologiques, et principalement ceux gorgés d'eau, sont fragiles en raison des conditions spécifiques et particulières à leur conservation. Face au réchauffement climatique, quels risques encourront ces vestiges ? Ne sont-ils pas voués à se dégrader et à disparaître au fur et à mesure que le niveau des nappes phréatiques, des cours d'eau, des zones humides se trouve directement impacté par la hausse des températures et la succession des stress hydriques saison après saison.

La durabilité des matériaux ligneux en contexte archéologique n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. Depuis la découverte des sites palafittiques, comme le site de La Tène par exemple, les archéologues, les spécialistes des bois, les restaurateurs n'ont eu de cesse de développer de nouvelles techniques pour étendre les analyses, riches d'informations, et pour améliorer la conservation de ce matériau archéologique périssable. Qu'en est-il aujourd'hui ? À partir d'exemples de découvertes de bois, cette présentation exposera l'impact des risques et des conséquences du réchauffement climatique sur les bois gorgés d'eau, notamment à partir de l'exemple des puits (Fig. 1), qui constituent l'une des structures les plus sensibles face à ces bouleversements.

<figure><img src="image_49.png" /><figcaption>Fig. 1 : Cuvelage en chêne d'un puits découvert sur le site du Champ du Four à Saint-Marcel (Saône-et-Loire) (d'après Blondel et Collet 2023).</figcaption></figure>
## Remerciements

Je remercie tous les responsables d'opération sur lesquelles j'ai pu intervenir et qui m'ont aimablement autorisé à exploiter les données de leur site.

## Références

Blondel F., Collet A., Exploitations, transformations et utilisations du chêne à feuillage caduc sur le site du Champ du Four à Saint-Marcel (Saône-et-Loire) à partir de trois puits cuvelés datés du Second âge du Fer. Valdès L., Cicolani V., Hiriart E. (éd), Matières premières en Europe au 1er Millénaire av. n. è. Actes du 45e colloque international de l'AFEAF (Gijon, 13-15 mai 2021). Paris, AFEAF, 2023, 71-181.
## Remerciements

Je remercie tous les responsables d'opération sur lesquelles j'ai pu intervenir et qui m'ont aimablement autorisé à exploiter les données de leur site.

## Références

Blondel F., Collet A., Exploitations, transformations et utilisations du chêne à feuillage caduc sur le site du Champ du Four à Saint-Marcel (Saône-et-Loire) à partir de trois puits cuvelés datés du Second âge du Fer. Valdès L., Cicolani V., Hiriart E. (éd), Matières premières en Europe au 1er Millénaire av. n. è. Actes du 45e colloque international de l'AFEAF (Gijon, 13-15 mai 2021). Paris, AFEAF, 2023, 71-181.
# Les bois archéologiques : des archives climatiques à haute résolution spatio-temporelle, insuffisamment exploitées

CORONA Christophe

LECA Grenoble

Christophe.corona@unige.ch

**Mots clefs** : dendrométrie, hydroclimat, bois achéologiques

## Résumé de la communication

Les cernes de croissance des arbres constituent l'ossature de la majorité des reconstructions climatiques à haute résolution développées en Europe. Des reconstructions plurimillénaires de température existent ainsi dans le nord de la Scandinavie, ainsi que dans l'arc alpin, dans les Pyrénées ou les Tatras. Les chronologies composites scandinaves se basent sur des conifères vivants, ayant poussé au cours des derniers siècles, et utilisent des bois morts et subfossiles pour des périodes plus anciennes. Les reconstructions alpines reposent principalement sur des conifères vivants à haute altitude ou piégés dans les glaces.

Alors que ces quelques chronologies composites suffisent pour saisir la variabilité spatiale des températures en Europe, de multiples enregistrements sont nécessaires pour mettre en évidence la variabilité hydroclimatique du continent. Pourtant, jusqu'à présent, seules quelques reconstructions plurimillénaires ont été publiées en Finlande, au sud de l'Angleterre et en Europe centrale.

Les centaines de milliers d'échantillons analysés et datés dans le cadre d'études de bâti ou découverts lors de fouilles sédimentaires ou subaquatiques à travers l'Europe ont le potentiel de pallier cette lacune. Cependant, ce potentiel reste largement sous-exploité en raison de plusieurs contraintes inhérentes à l'utilisation des bois archéologiques en dendroclimatologie. En prenant pour point de départ les bois de construction échantillonnés dans le cadre du programme PCR « du bois pour Limoges », cette présentation exposera les spécificités à prendre en compte et les obstacles à surmonter pour affiner la reconstruction de la variabilité hydroclimatique en Europe à partir des bois archéologiques.
# Les bois archéologiques : des archives climatiques à haute résolution spatio-temporelle, insuffisamment exploitées

CORONA Christophe

LECA Grenoble

Christophe.corona@unige.ch

**Mots clefs** : dendrométrie, hydroclimat, bois achéologiques

## Résumé de la communication

Les cernes de croissance des arbres constituent l'ossature de la majorité des reconstructions climatiques à haute résolution développées en Europe. Des reconstructions plurimillénaires de température existent ainsi dans le nord de la Scandinavie, ainsi que dans l'arc alpin, dans les Pyrénées ou les Tatras. Les chronologies composites scandinaves se basent sur des conifères vivants, ayant poussé au cours des derniers siècles, et utilisent des bois morts et subfossiles pour des périodes plus anciennes. Les reconstructions alpines reposent principalement sur des conifères vivants à haute altitude ou piégés dans les glaces.

Alors que ces quelques chronologies composites suffisent pour saisir la variabilité spatiale des températures en Europe, de multiples enregistrements sont nécessaires pour mettre en évidence la variabilité hydroclimatique du continent. Pourtant, jusqu'à présent, seules quelques reconstructions plurimillénaires ont été publiées en Finlande, au sud de l'Angleterre et en Europe centrale.

Les centaines de milliers d'échantillons analysés et datés dans le cadre d'études de bâti ou découverts lors de fouilles sédimentaires ou subaquatiques à travers l'Europe ont le potentiel de pallier cette lacune. Cependant, ce potentiel reste largement sous-exploité en raison de plusieurs contraintes inhérentes à l'utilisation des bois archéologiques en dendroclimatologie. En prenant pour point de départ les bois de construction échantillonnés dans le cadre du programme PCR « du bois pour Limoges », cette présentation exposera les spécificités à prendre en compte et les obstacles à surmonter pour affiner la reconstruction de la variabilité hydroclimatique en Europe à partir des bois archéologiques.
<figure><img src="image_49.png" /></figure>

## Session 4 – Durabilité Structurelle (Vendredi 24/11 8h30)

La durabilité du bois est un sujet important dans le domaine du génie civil. Le bois est un matériau de construction largement utilisé en raison de sa disponibilité, de sa facilité de transformation et de ses caractéristiques esthétiques. Cependant, pour garantir la durabilité du bois dans les applications de génie civil, certaines précautions doivent être prises.

* Traitement préservatif du bois : Le bois utilisé dans les structures de génie civil est généralement traité avec des produits chimiques préservatifs pour protéger contre les insectes, les champignons et la pourriture. Ce traitement permet de prolonger la durée de vie du bois en le rendant plus résistant aux attaques biologiques.

* Protection contre l'humidité : Le bois est sensible à l'humidité, ce qui peut entraîner une dégradation accélérée. Il est donc important de mettre en place des mesures pour protéger le bois de l'humidité excessive, comme l'utilisation de membranes imperméables, de systèmes de drainage appropriés et de revêtements de protection.

* Conception adéquate : Une conception appropriée est essentielle pour assurer la durabilité du bois dans les structures de génie civil. Cela implique de prendre en compte les charges, les contraintes et les conditions environnementales auxquelles le bois sera exposé. Une conception adéquate permettra de minimiser les déformations excessives, les contraintes critiques et les risques de dégradation prématurée.

* Entretien régulier : Un entretien régulier est nécessaire pour préserver la durabilité du bois. Cela peut inclure des inspections périodiques pour détecter les signes de détérioration, la réparation des dommages mineurs, le remplacement des éléments dégradés et l'application de revêtements protecteurs supplémentaires si nécessaire.

* Utilisation de bois durable : Le choix du type de bois utilisé est également important pour assurer la durabilité. Opter pour des essences de bois durables et provenant de sources responsables contribue à réduire l'impact environnemental et à promouvoir la durabilité à long terme.

En résumé, la durabilité du bois dans le génie civil dépend de plusieurs facteurs, notamment du traitement préservatif, de la protection contre l'humidité, de la conception adéquate, de l'entretien régulier et du choix de bois durable. En suivant ces principes, il est possible de maximiser la durée de vie du bois dans les applications de génie civil.
<figure><img src="image_50.png" /></figure>

## Session 4 – Durabilité Structurelle (Vendredi 24/11 8h30)

La durabilité du bois est un sujet important dans le domaine du génie civil. Le bois est un matériau de construction largement utilisé en raison de sa disponibilité, de sa facilité de transformation et de ses caractéristiques esthétiques. Cependant, pour garantir la durabilité du bois dans les applications de génie civil, certaines précautions doivent être prises.

* Traitement préservatif du bois : Le bois utilisé dans les structures de génie civil est généralement traité avec des produits chimiques préservatifs pour protéger contre les insectes, les champignons et la pourriture. Ce traitement permet de prolonger la durée de vie du bois en le rendant plus résistant aux attaques biologiques.

* Protection contre l'humidité : Le bois est sensible à l'humidité, ce qui peut entraîner une dégradation accélérée. Il est donc important de mettre en place des mesures pour protéger le bois de l'humidité excessive, comme l'utilisation de membranes imperméables, de systèmes de drainage appropriés et de revêtements de protection.

* Conception adéquate : Une conception appropriée est essentielle pour assurer la durabilité du bois dans les structures de génie civil. Cela implique de prendre en compte les charges, les contraintes et les conditions environnementales auxquelles le bois sera exposé. Une conception adéquate permettra de minimiser les déformations excessives, les contraintes critiques et les risques de dégradation prématurée.

* Entretien régulier : Un entretien régulier est nécessaire pour préserver la durabilité du bois. Cela peut inclure des inspections périodiques pour détecter les signes de détérioration, la réparation des dommages mineurs, le remplacement des éléments dégradés et l'application de revêtements protecteurs supplémentaires si nécessaire.

* Utilisation de bois durable : Le choix du type de bois utilisé est également important pour assurer la durabilité. Opter pour des essences de bois durables et provenant de sources responsables contribue à réduire l'impact environnemental et à promouvoir la durabilité à long terme.

En résumé, la durabilité du bois dans le génie civil dépend de plusieurs facteurs, notamment du traitement préservatif, de la protection contre l'humidité, de la conception adéquate, de l'entretien régulier et du choix de bois durable. En suivant ces principes, il est possible de maximiser la durée de vie du bois dans les applications de génie civil.
<figure><img src="image_50.png" /><figcaption>Romain RÉMOND (LERMab Epinal, Maître de Conférences Université de Lorraine, HDR)</figcaption></figure>

Enseignant à l'ENSTIB et chercheur au LERMab sur les thèmes de la Physique du Bois et des transferts couplés de chaleur et de masse dans les matériaux lignocellulosiques avec des applications au séchage du bois et à la thermique du bâtiment.

<figure><img src="image_51.png" /><figcaption>Arnaud BESSERER (LERMaB Nancy, Maître de Conférences Université de Lorraine)</figcaption></figure>

Arnaud Besserer a soutenu sa thèse de doctorat portant sur les mécanismes d'action des strigolactones sur les champignons endomycorhiziens à arbuscules au sein du Laboratoire de Recherche en Sciences Végétales de l'Université Paul Sabatier de Toulouse en 2008. Après un post doctorat effectué dans l'industrie sur la même thématique Allemagne, il poursuit par un second post doctorat en Belgique à Louvain la Neuve portant sur le trafic intracellulaire et les interactions protéiques régulant l'adressage membranaire plasmique et la fonctionnalité des aquaporines de Maïs. Depuis 2012 il est maître de conférences à l'Université de Lorraine (ENSTIB-LERMAB). Après avoir étudié les mécanismes de dégradation du bois par les champignons et les bactéries il travaille depuis 2020 sur la valorisation et le recyclage des co-produits et « déchets » bois dans une logique de valorisation cascade du matériau. Les approches combinent l'utilisation de procédés thermochimique (explosion à la vapeur) et bioprocédés (hydrolyse enzymatique, fermentation liquide et en milieu solide) afin de pouvoir dépolluer, déconstruire de manière ciblée et fonctionnaliser le bois pour l'utiliser dans différentes applications matériaux.
<figure><img src="image_51.png" /><figcaption>Romain RÉMOND (LERMab Epinal, Maître de Conférences Université de Lorraine, HDR)</figcaption></figure>

Enseignant à l'ENSTIB et chercheur au LERMab sur les thèmes de la Physique du Bois et des transferts couplés de chaleur et de masse dans les matériaux lignocellulosiques avec des applications au séchage du bois et à la thermique du bâtiment.

<figure><img src="image_52.png" /><figcaption>Arnaud BESSERER (LERMaB Nancy, Maître de Conférences Université de Lorraine)</figcaption></figure>

Arnaud Besserer a soutenu sa thèse de doctorat portant sur les mécanismes d'action des strigolactones sur les champignons endomycorhiziens à arbuscules au sein du Laboratoire de Recherche en Sciences Végétales de l'Université Paul Sabatier de Toulouse en 2008. Après un post doctorat effectué dans l'industrie sur la même thématique Allemagne, il poursuit par un second post doctorat en Belgique à Louvain la Neuve portant sur le trafic intracellulaire et les interactions protéiques régulant l'adressage membranaire plasmique et la fonctionnalité des aquaporines de Maïs. Depuis 2012 il est maître de conférences à l'Université de Lorraine (ENSTIB-LERMAB). Après avoir étudié les mécanismes de dégradation du bois par les champignons et les bactéries il travaille depuis 2020 sur la valorisation et le recyclage des co-produits et « déchets » bois dans une logique de valorisation cascade du matériau. Les approches combinent l'utilisation de procédés thermochimique (explosion à la vapeur) et bioprocédés (hydrolyse enzymatique, fermentation liquide et en milieu solide) afin de pouvoir dépolluer, déconstruire de manière ciblée et fonctionnaliser le bois pour l'utiliser dans différentes applications matériaux.
# Gestion de l'humidité dans les bâtiments intégrant des matériaux biosourcés dans leur enveloppe

RÉMOND Romain

Université de Lorraine, INRAE, LERMAB, F-54000 NANCY, France

romain.remond@univ-lorraine.fr

**Mots clefs** : Transferts masse-chaleur, construction bois, matériaux lignocellulosiques, caractérisation, modélisation.

## Résumé de la communication

L'enveloppe d'un bâtiment doit faire face aux charges d'humidité extérieures et intérieures qui agissent sur les constructions. On observe depuis une vingtaine d'années que la diminution constante de la consommation énergétique des habitations, en améliorant la performance de l'enveloppe et en contrôlant le renouvellement de l'air intérieur, s'est accompagnée d'une augmentation des dégâts liés à l'humidité. Ces problèmes pathologiques ont différentes origines, changements dans le fonctionnement du bâtiment, erreurs de conception, erreurs de pose, erreurs dans le choix des matériaux, etc. Ces problèmes d'humidité peuvent être étudiés et éventuellement évités grâce à l'analyse hygrothermique dynamique qui permet d'explorer le comportement à long terme de l'enveloppe (Künzel 1995, Pacte 2021). Mais des écarts demeurent entre les prédictions de la simulation numérique et les mesures lorsque l'enveloppe utilise des matériaux fortement hygroscopiques comme les isolants de fibres de bois (Hygrobat 2010).

Ces résultats ont amené les scientifiques à s'interroger sur la fiabilité des méthodes de caractérisation des propriétés de transferts d'humidité, et sur un raffinement nécessaire des phénomènes physiques à prendre en compte dans la modélisation des transferts masse-chaleur (Duforestel 2015, Rémond et al. 2018, Challansonnex 2019, Perré et al. 2022, Assaad et al. 2023). Le besoin de mieux comprendre le comportement hygrothermique des matériaux biosourcés s'est renforcé ces dernières années car leur utilisation est croissante dans les différentes couches de l'enveloppe du bâtiment. En outre, ils apportent de nombreuses questions qui dépassent désormais les questions du risque de condensation dans la masse et de pérennité : impactes de l'hygroscopicité des matériaux sur le confort des occupants, sur la facture énergétique, sur les conditions climatiques intérieures pour la conservation des objets et bâti du patrimoine, etc. Cette présentation abordera l'évolution des outils de gestion de l'humidité dans les enveloppes et les nouvelles questions qui se posent dans ce domaine, en regardant le comportement hygrothermique particulier des matériaux de construction biosourcés comme le bois.

## Références

Assaad, M. El, Colinart, T., Lecompte, T. (2023) Thermal conductivity assessment of moist building insulation material using a Heat Flow Meter apparatus, Build. Environ. 234 110184.

Challansonnex, A. (2019) Transferts couplés chaleur/masse dans les matériaux de constructions biosourcés : Investigation expérimentale et théorique du non-équilibre local. Thèse, Université Paris-Saclay
# Gestion de l'humidité dans les bâtiments intégrant des matériaux biosourcés dans leur enveloppe

RÉMOND Romain

Université de Lorraine, INRAE, LERMAB, F-54000 NANCY, France

romain.remond@univ-lorraine.fr

**Mots clefs** : Transferts masse-chaleur, construction bois, matériaux lignocellulosiques, caractérisation, modélisation.

## Résumé de la communication

L'enveloppe d'un bâtiment doit faire face aux charges d'humidité extérieures et intérieures qui agissent sur les constructions. On observe depuis une vingtaine d'années que la diminution constante de la consommation énergétique des habitations, en améliorant la performance de l'enveloppe et en contrôlant le renouvellement de l'air intérieur, s'est accompagnée d'une augmentation des dégâts liés à l'humidité. Ces problèmes pathologiques ont différentes origines, changements dans le fonctionnement du bâtiment, erreurs de conception, erreurs de pose, erreurs dans le choix des matériaux, etc. Ces problèmes d'humidité peuvent être étudiés et éventuellement évités grâce à l'analyse hygrothermique dynamique qui permet d'explorer le comportement à long terme de l'enveloppe (Künzel 1995, Pacte 2021). Mais des écarts demeurent entre les prédictions de la simulation numérique et les mesures lorsque l'enveloppe utilise des matériaux fortement hygroscopiques comme les isolants de fibres de bois (Hygrobat 2010).

Ces résultats ont amené les scientifiques à s'interroger sur la fiabilité des méthodes de caractérisation des propriétés de transferts d'humidité, et sur un raffinement nécessaire des phénomènes physiques à prendre en compte dans la modélisation des transferts masse-chaleur (Duforestel 2015, Rémond et al. 2018, Challansonnex 2019, Perré et al. 2022, Assaad et al. 2023). Le besoin de mieux comprendre le comportement hygrothermique des matériaux biosourcés s'est renforcé ces dernières années car leur utilisation est croissante dans les différentes couches de l'enveloppe du bâtiment. En outre, ils apportent de nombreuses questions qui dépassent désormais les questions du risque de condensation dans la masse et de pérennité : impactes de l'hygroscopicité des matériaux sur le confort des occupants, sur la facture énergétique, sur les conditions climatiques intérieures pour la conservation des objets et bâti du patrimoine, etc. Cette présentation abordera l'évolution des outils de gestion de l'humidité dans les enveloppes et les nouvelles questions qui se posent dans ce domaine, en regardant le comportement hygrothermique particulier des matériaux de construction biosourcés comme le bois.

## Références

Assaad, M. El, Colinart, T., Lecompte, T. (2023) Thermal conductivity assessment of moist building insulation material using a Heat Flow Meter apparatus, Build. Environ. 234 110184.

Challansonnex, A. (2019) Transferts couplés chaleur/masse dans les matériaux de constructions biosourcés : Investigation expérimentale et théorique du non-équilibre local. Thèse, Univerité Paris-Saclay
Duforestel, T. (2015) Des transferts couplés de masse et de chaleur à la conception bioclimatique : recherches sur l'efficacité énergétique des bâtiments, mémoire d'HDR, l'Université Claude Bernard Lyon 1.

Hygrobat. (2010) Vers une méthode de conception HYGRO-thermique des BATiments performants. Programme ANR Habisol-Ref. ANR-10-HABI-0005.

Künzel, H. M. (1995) Simultaneous heat and moisture transport in building components - One-and two-dimensional calculation using simple parameters ». PhD, University of Stuttgart.

Pacte, Programme. (2021) Détermination des hypothèses pour les simulations de transferts couplés température/humidité dans les parois de bâtiment. https://www.programmepacte.fr/doc/determination-des-hypotheses-pour-les-simulations-de-transferts-couples-temperature-humidite.

Perré, P., Rémond, R., Almeida, G. (2022) Multiscale analysis of water vapor diffusion in low density fiberboard : Implications as a building material. Construction and Building Materials, 329, 127047.

Rémond, R., Almeida, G., Perré, P. (2018) The gripped-box model : A simple and robust formulation of sorption hysteresis for lignocellulosic materials. Construction and Building Materials, 170, 716-724.
Duforestel, T. (2015) Des transferts couplés de masse et de chaleur à la conception bioclimatique : recherches sur l'efficacité énergétique des bâtiments, mémoire d'HDR, l'Université Claude Bernard Lyon 1.

Hygrobat. (2010) Vers une méthode de conception HYGRO-thermique des BATiments performants. Programme ANR Habisol-Ref. ANR-10-HABI-0005.

Künzel, H. M. (1995) Simultaneous heat and moisture transport in building components - One-and two-dimensional calculation using simple parameters ». PhD, University of Stuttgart.

Pacte, Programme. (2021) Détermination des hypothèses pour les simulations de transferts couplés température/humidité dans les parois de bâtiment. https://www.programmepacte.fr/doc/determination-des-hypotheses-pour-les-simulations-de-transferts-couples-temperature-humidite.

Perré, P., Rémond, R., Almeida, G. (2022) Multiscale analysis of water vapor diffusion in low density fiberboard : Implications as a building material. Construction and Building Materials, 329, 127047.

Rémond, R., Almeida, G., Perré, P. (2018) The gripped-box model : A simple and robust formulation of sorption hysteresis for lignocellulosic materials. Construction and Building Materials, 170, 716-724.
# Les interactions bois-champignons :
durabilité et soutenabilité des matériaux bois

BESSERER Arnaud

Université de Lorraine, INRAE, LERMAB, F-54000 NANCY, France

arnaud.besserer@univ-lorraine.fr

**Mots clefs :** bois, dégradation, recyclage

## Résumé de la communication

Le bois est un matériau issu du vivant et naturellement biodégradable. Le bois est un des seuls matériaux permettant de remplacer le béton en usage structurel. De plus, de nombreux développements ont été réalisés ou sont en cours pour valoriser les co-produits de la filière forêt-bois en matériaux. Le défi de la décarbonation du secteur du bâtiment en lien avec l'urgence climatique passe ainsi plus que jamais par le défi de la construction durable et soutenable utilisant le bois et les matériaux dérivés. La durabilité en service est étroitement liée aux conditions de mise en œuvre du matériau. Les différents agents biologiques et particulièrement les champignons causant une altération esthétique ou biologique au matériau seront présentés ainsi que leurs conditions de développement et les solutions de prévention communément mise en œuvre. La tendance actuelle est de réduire au maximum l'utilisation de substances toxiques dans la mise en œuvre des matériaux bois. Parallèlement le recyclage et réemploi du bois ainsi que l'optimisation de matière visent à maximiser la durée de fixation du CO2 dans le bois afin de rendre le plus durable, au sens écologique, l'utilisation de la ressource bois. Dans un contexte de tension sur la matière première, le recyclage et la valorisation cascade des co-produits et des bois en fin de vie par des procédés verts sont à combiner avec une optimisation de la ressource en bois d'œuvre. Le recyclage du bois sera illustré par des exemples de projets de recherche menés au laboratoire et mis en perspective de projets européens.

## Remerciements

Nous remercions l'Agence Nationale de la Recherche au titre du programme Investissements d'avenir portant la référence n° ANR-11-LABX-0002-01 (Laboratoire d'Excellence ARBRE) ainsi que pour le financement du projet woodwaste (ANR-18-CE04-0012). Nous remercions également la plateforme SILVATECH (Doi : 10.15454/1.5572400113627854E12) du centre de recherche INRAE Grand-Est Nancy pour le support aux observations microscopiques. Nous remercions les partenaires industriels CF2P et Ecomaison ainsi que l'ADEME pour les financements des thèses de Sarah Troilo et Kyle Aguilar.

## Références

Toussaint, M., Bontemps, C., Besserer, A., Hotel, L., Gérardin, P., Leblond, P., 2016. Whole-cell biosensor of cellobiose and application to wood decay detection. Journal of Biotechnology 239, 39-46. https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2016.10.003

Kleindienst, Q., Besserer, A., Antoine, M.-L., Perrin, C., Bocquet, J.-F., Bléron, L., 2017. Predicting the beech wood decay and strength loss in-ground. International Biodeterioration & Biodegradation 123, 96-105. https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2017.06.006

Besserer, A., Troilo, S., Girods, P., Rogaume, Y., Brosse, N., 2021. Cascading Recycling of Wood Waste: A Review. Polymers 13, 1752. https://doi.org/10.3390/polym13111752
# Les interactions bois-champignons :
durabilité et soutenabilité des matériaux bois

BESSERER Arnaud

Université de Lorraine, INRAE, LERMAB, F-54000 NANCY, France

arnaud.besserer@univ-lorraine.fr

**Mots clefs :** bois, dégradation, recyclage

## Résumé de la communication

Le bois est un matériau issu du vivant et naturellement biodégradable. Le bois est un des seuls matériaux permettant de remplacer le béton en usage structurel. De plus, de nombreux développements ont été réalisés ou sont en cours pour valoriser les co-produits de la filière forêt-bois en matériaux. Le défi de la décarbonation du secteur du bâtiment en lien avec l'urgence climatique passe ainsi plus que jamais par le défi de la construction durable et soutenable utilisant le bois et les matériaux dérivés. La durabilité en service est étroitement liée aux conditions de mise en œuvre du matériau. Les différents agents biologiques et particulièrement les champignons causant une altération esthétique ou biologique au matériau seront présentés ainsi que leurs conditions de développement et les solutions de prévention communément mise en œuvre. La tendance actuelle est de réduire au maximum l'utilisation de substances toxiques dans la mise en œuvre des matériaux bois. Parallèlement le recyclage et réemploi du bois ainsi que l'optimisation de matière visent à maximiser la durée de fixation du CO2 dans le bois afin de rendre le plus durable, au sens écologique, l'utilisation de la ressource bois. Dans un contexte de tension sur la matière première, le recyclage et la valorisation cascade des co-produits et des bois en fin de vie par des procédés verts sont à combiner avec une optimisation de la ressource en bois d'œuvre. Le recyclage du bois sera illustré par des exemples de projets de recherche menés au laboratoire et mis en perspective de projets européens.

## Remerciements

Nous remercions l'Agence Nationale de la Recherche au titre du programme Investissements d'avenir portant la référence n° ANR-11-LABX-0002-01 (Laboratoire d'Excellence ARBRE) ainsi que pour le financement du projet woodwaste (ANR-18-CE04-0012). Nous remercions également la plateforme SILVATECH (Doi : 10.15454/1.5572400113627854E12) du centre de recherche INRAE Grand-Est Nancy pour le support aux observations microscopiques. Nous remercions les partenaires industriels CF2P et Ecomaison ainsi que l'ADEME pour les financements des thèses de Sarah Troilo et Kyle Aguilar.

## Références

Toussaint, M., Bontemps, C., Besserer, A., Hotel, L., Gérardin, P., Leblond, P., 2016. Whole-cell biosensor of cellobiose and application to wood decay detection. Journal of Biotechnology 239, 39-46. https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2016.10.003

Kleindienst, Q., Besserer, A., Antoine, M.-L., Perrin, C., Bocquet, J.-F., Bléron, L., 2017. Predicting the beech wood decay and strength loss in-ground. International Biodeterioration & Biodegradation 123, 96-105. https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2017.06.006

Besserer, A., Troilo, S., Girods, P., Rogaume, Y., Brosse, N., 2021. Cascading Recycling of Wood Waste: A Review. Polymers 13, 1752. https://doi.org/10.3390/polym13111752
Pandharikar, G., Claudien, K., Rose, C., Billet, D., Pollier, B., Deveau, A., Besserer, A., Morel-Rouhier, M., 2022. Comparative Copper Resistance Strategies of Rhodonia placenta and Phanerochaete chrysosporium in a Copper/Azole-Treated Wood Microcosm. Journal of Fungi 8. https://doi.org/10.3390/jof8070706

Troilo, S., Besserer, A., Rose, C., Saker, S., Soufflet, L., Brosse, N., 2023. Urea-Formaldehyde Resin Removal in Medium-Density Fiberboards by Steam Explosion: Developing Nondestructive Analytical Tools. ACS Sustainable Chem. Eng. 11, 3603–3610. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.2c05686
Pandharikar, G., Claudien, K., Rose, C., Billet, D., Pollier, B., Deveau, A., Besserer, A., Morel-Rouhier, M., 2022. Comparative Copper Resistance Strategies of Rhodonia placenta and Phanerochaete chrysosporium in a Copper/Azole-Treated Wood Microcosm. Journal of Fungi 8. https://doi.org/10.3390/jof8070706

Troilo, S., Besserer, A., Rose, C., Saker, S., Soufflet, L., Brosse, N., 2023. Urea-Formaldehyde Resin Removal in Medium-Density Fiberboards by Steam Explosion: Developing Nondestructive Analytical Tools. ACS Sustainable Chem. Eng. 11, 3603–3610. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.2c05686
## Posters et présentations flashs

<table><thead><tr><th colspan="2">SESSION A</th><th colspan="2">Mercredi 22/11/2023 - 10h</th></tr><tr><th>No</th><th>Titre</th><th>Auteurs*</th><th>Labos</th></tr></thead><tbody><tr><td>A01</td><td>Relationships between chemical composition and decay durability of Coula edulis baill as an alternative wood species in Gabon</td><td>BOPENGA BOPENGA Christ Stone Arnaud, DUMARÇAY Stéphane, GÉRARDIN Philippe, EKOMY ANGO Serge</td><td>LaReVaBois (GA), IRT (GA), Lermab</td></tr><tr><td>A02</td><td>Estimation des transferts hygrothermiques dans une cellule-test en rondins</td><td>MEDJELEKH Dalel, ULMET Laurent, DUBOIS Frédéric</td><td>GC2D</td></tr><tr><td>A03</td><td>Évaluation de la capabilité d'un robot poly-articulé 6 axes en usinage du bois</td><td>NASRI Linda, CURTI Rémi, EYMA Florent</td><td>ICA</td></tr><tr><td>A04</td><td>Assessment of Fungus and Termite Resistance in Four Eucalyptus species Cultivated in Tunisia</td><td>ELAIEB Mohamed, BEN AYED Sarra, Kachouri Hbib, KHOUJA Mariem, DUMARCAY Stéphane, DE FREITAS HOMEN DE FARIA Bruno, THEVENON Marie-France, GERARDIN Philippe, CANDELIER Kévin</td><td>LEF (TN), Lermab, FUV (BR), BioWooEB</td></tr><tr><td>A05</td><td>Analyse de la complaisance du bois dans des essais de fluage multi-paliers</td><td>BONTEMPS Arthur, GODI Gaël, MOUTOU PITTI Rostand, FOURNELY Eric, GRIL Joseph</td><td>I. Pascal, Labecam</td></tr><tr><td>A06</td><td>Approche multi-échelles d'un procédé de recyclage du MDF par voie biologique</td><td>TROILO Sarah, BESSERER Arnaud, SOUFFLET Lucas, SAKER Safwan, BROSSE Nicolas</td><td>Lermab, CF2P, Critt Bois</td></tr><tr><td>A07</td><td>Mise au point d'un procédé d'impression 3D pour le recyclage des sciures de MDF</td><td>RAMAUX Johan, NOUVEL Cécile, ZIEGLER-DEVIN Isabelle, BESSERER Arnaud, NOYEL Mélanie</td><td>Acta Mobilier, LRGP, Lermab</td></tr><tr><td>A08</td><td>Contribution à la caractérisation de bois locaux du Cameroun pour la conception de turbines pour pico-centrales hydroélectriques</td><td>FOUEDJOU NJOYA Blaise, KENFACK Joseph, ROSENKRANTZ Eric, AUGEREAU Franck, LAUX Didier, LANGBOUR Patrick, GERARD Jean, ARNOULD Olivier, VOUFO Joseph</td><td>Enspy (CM), IES, BioWooEB, LMGC</td></tr><tr><td>A09</td><td>Etude de la performance au collage du Pinus patula dans la fabrication de panneaux lamellés collés</td><td>TRIANOSKI Rosilani, MICHAUD Franck, MATOS, Jorge, IRLE Mark, MOREAU Jérôme, SIMON Flore, DUARTE Luigiano</td><td>U.Paraña (BR), ESB</td></tr><tr><td>A10</td><td>Présentation pratique de la méthode de calcul du PSF à partir de la variation de surface du plan radial-tangentiel</td><td>GUIBAL Daniel, GUYOT Alban</td><td>BioWooEB</td></tr><tr><td>A11</td><td>Caractérisation mécanique de panneaux CLT par méthode non destructive</td><td>BRANCHERIAU Loïc, FAIRCLOTH Adam, KARAMPOUR Hassan, KUMAR Chandan</td><td>BioWooEB, QLD gov (AU), U.Griffith (AU), U.South Queensland (AU)</td></tr></tbody></table>

<footnote>* Présentateur souligné si différent du premier</footnote>
## Posters et présentations flashs

<table><thead><tr><th colspan="2">SESSION A</th><th colspan="2">Mercredi 22/11/2023 - 10h</th></tr><tr><th>No</th><th>Titre</th><th>Auteurs*</th><th>Labos</th></tr></thead><tbody><tr><td>A01</td><td>Relationships between chemical composition and decay durability of Coula edulis baill as an alternative wood species in Gabon</td><td>BOPENGA BOPENGA Christ Stone Arnaud, DUMARÇAY Stéphane, GÉRARDIN Philippe, EKOMY ANGO Serge</td><td>LaReVaBois (GA), IRT (GA), Lermab</td></tr><tr><td>A02</td><td>Estimation des transferts hygrothermiques dans une cellule-test en rondins</td><td>MEDJELEKH Dalel, ULMET Laurent, DUBOIS Frédéric</td><td>GC2D</td></tr><tr><td>A03</td><td>Évaluation de la capabilité d'un robot poly-articulé 6 axes en usinage du bois</td><td>NASRI Linda, CURTI Rémi, EYMA Florent</td><td>ICA</td></tr><tr><td>A04</td><td>Assessment of Fungus and Termite Resistance in Four Eucalyptus species Cultivated in Tunisia</td><td>ELAIEB Mohamed, BEN AYED Sarra, Kachouri Hbib, KHOUJA Mariem, DUMARCAY Stéphane, DE FREITAS HOMEN DE FARIA Bruno, THEVENON Marie-France, GERARDIN Philippe, CANDELIER Kévin</td><td>LEF (TN), Lermab, FUV (BR), BioWooEB</td></tr><tr><td>A05</td><td>Analyse de la complaisance du bois dans des essais de fluage multi-paliers</td><td>BONTEMPS Arthur, GODI Gaël, MOUTOU PITTI Rostand, FOURNELY Eric, GRIL Joseph</td><td>I. Pascal, Labecam</td></tr><tr><td>A06</td><td>Approche multi-échelles d'un procédé de recyclage du MDF par voie biologique</td><td>TROILO Sarah, BESSERER Arnaud, SOUFFLET Lucas, SAKER Safwan, BROSSE Nicolas</td><td>Lermab, CF2P, Critt Bois</td></tr><tr><td>A07</td><td>Mise au point d'un procédé d'impression 3D pour le recyclage des sciures de MDF</td><td>RAMAUX Johan, NOUVEL Cécile, ZIEGLER-DEVIN Isabelle, BESSERER Arnaud, NOYEL Mélanie</td><td>Acta Mobilier, LRGP, Lermab</td></tr><tr><td>A08</td><td>Contribution à la caractérisation de bois locaux du Cameroun pour la conception de turbines pour pico-centrales hydroélectriques</td><td>FOUEDJOU NJOYA Blaise, KENFACK Joseph, ROSENKRANTZ Eric, AUGEREAU Franck, LAUX Didier, LANGBOUR Patrick, GERARD Jean, ARNOULD Olivier, VOUFO Joseph</td><td>Enspy (CM), IES, BioWooEB, LMGC</td></tr><tr><td>A09</td><td>Etude de la performance au collage du Pinus patula dans la fabrication de panneaux lamellés collés</td><td>TRIANOSKI Rosilani, MICHAUD Franck, MATOS, Jorge, IRLE Mark, MOREAU Jérôme, SIMON Flore, DUARTE Luigiano</td><td>U.Paraña (BR), ESB</td></tr><tr><td>A10</td><td>Présentation pratique de la méthode de calcul du PSF à partir de la variation de surface du plan radial-tangentiel</td><td>GUIBAL Daniel, GUYOT Alban</td><td>BioWooEB</td></tr><tr><td>A11</td><td>Caractérisation mécanique de panneaux CLT par méthode non destructive</td><td>BRANCHERIAU Loïc, FAIRCLOTH Adam, KARAMPOUR Hassan, KUMAR Chandan</td><td>BioWooEB, QLD gov (AU), U.Griffith (AU), U.South Queensland (AU)</td></tr></tbody></table>

<footnote>* Présentateur souligné si différent du premier</footnote>
<table><thead><tr><th colspan="2">SESSION A</th><th colspan="2">Mercredi 22/11/2023 - 10h</th></tr><tr><th>No</th><th>Titre</th><th>Auteurs*</th><th>Labos</th></tr></thead><tbody><tr><td>A12</td><td>Utilisation de la Spectroscopie Proche-Infrarouge Portable sur Terrain pour l'Identification des Bois Précieux de Madagascar et de ses potentiels bois de substitution en vue de leurs gestions durables</td><td>RANDRIAMBININTSOA Tiavina, RASOAMANANA Lalaina Patricia, CHAIX Gilles, RAMANANANTOANDRO Tahiana</td><td>Agap, U.Antananarivo (MG)</td></tr><tr><td>A13</td><td>Regenerative quality of wood cladding</td><td>BRUN Géraldine, ALMEVIK Gunnar, BJÖRLING Nils, JOHANSSON Karin</td><td>U.Gothenburg (SE), Chalmers U.Tech. (SE)</td></tr><tr><td>A14</td><td>Evaluation du taux de restitution d'énergie en mode I d'un LVL de peuplier</td><td>PEIGNON Axel, SERRA Joël, GELARD Léo, CANTAREL Arthur, EYMA Florent, CASTANIE Bruno</td><td>ICA, Insa Toulouse</td></tr><tr><td>A15</td><td>Projet COPEAU BOIS : modification de bois massif pour une utilisation en lunetterie</td><td>LAGARDE Hélène, ROY Philippe, BELLONCLE Christophe, BLANCHARD Philippe</td><td>ESB, MB Production</td></tr><tr><td>A16</td><td>Etude comparative du vieillissement du bois lamellé collé sous cycles accélérés et en conditions naturelles</td><td>GREFFIER Guilhem, ESPINOSA Luis, EYMA Florent, PERRIN Marianne</td><td>ICA</td></tr><tr><td>A17</td><td>Modélisation de l'hétérogénéité des contraintes dans les lamelles aboutées panneautées de chêne</td><td>SOH MBOU Delin, BESSEAU Benoît, POT Guillaume, VIGUIER Joffrey, ROLLE Jecolia, MILHE Louis</td><td>Labomap, Durcef</td></tr><tr><td>A18</td><td>Sur le comportement au choc du bois</td><td>MAIGRE Hubert, CREIGHTON Cian, GRUAZ Luce, LABOUYRIE DUARTE Amaya</td><td>Lamcos, GM Insa Lyon</td></tr><tr><td>A19</td><td>Types, quantities and heavy metal content of the finishes on fibreboard waste</td><td>LEBRETON Flore, LAGARDE Hélène, IRLE Mark1, KUTTER Marie, BELLONCLE Christophe, Julia BUCHNER</td><td>ESB, LMU Munich (DE)</td></tr><tr><td>A20</td><td>Influence de l'orientation des fibres sur les propriétés mécaniques de placages d'hêtre</td><td>DEMOULIN Leyne, POT Guillaume, DENAUD Louis, GIRARDON Stéphane, MARCON Bertrand</td><td>Labomap</td></tr><tr><td>A21</td><td>Automatisation de la détection des fissures de déroulage par apprentissage profond</td><td>MARC Caroline, MARCON Bertrand, DENAUD Louis, GIRARDON Stéphane, BUTAUD Jean-Claude</td><td>Lab</td></tr><tr><td>A22</td><td>Combined simulation and machine learning for process optimization in wood industry</td><td>BOLES George, POMMIER Régis, TRAORE Mamadou</td><td>I2M</td></tr><tr><td>A23</td><td>Non-destructive measurement of orthotropic elastic properties of wood samples by their modal impulse response</td><td>Al FAY Alaa, JULLIEN Delphine, CORN Stéphane, ARNOULD Olivier, LANGBOUR Patrick</td><td>LMGC, Mines Alès, BioWooEB</td></tr><tr><td>A24</td><td>Valorisation d'essences de feuillu</td><td>CURIAL Hugo, DENAUD Louis, Marcon Bertrand, VIGUIER Joffrey</td><td>Labomap</td></tr></tbody></table>

<footnote>* Présentateur souligné si différent du premier</footnote>
<table><thead><tr><th colspan="2">SESSION A</th><th colspan="2">Mercredi 22/11/2023 - 10h</th></tr><tr><th>No</th><th>Titre</th><th>Auteurs*</th><th>Labos</th></tr></thead><tbody><tr><td>A12</td><td>Utilisation de la Spectroscopie Proche-Infrarouge Portable sur Terrain pour l'Identification des Bois Précieux de Madagascar et de ses potentiels bois de substitution en vue de leurs gestions durables</td><td>RANDRIAMBININTSOA Tiavina, RASOAMANANA Lalaina Patricia, CHAIX Gilles, RAMANANANTOANDRO Tahiana</td><td>Agap, U.Antananarivo (MG)</td></tr><tr><td>A13</td><td>Regenerative quality of wood cladding</td><td>BRUN Géraldine, ALMEVIK Gunnar, BJÖRLING Nils, JOHANSSON Karin</td><td>U.Gothenburg (SE), Chalmers U.Tech. (SE)</td></tr><tr><td>A14</td><td>Evaluation du taux de restitution d'énergie en mode I d'un LVL de peuplier</td><td>PEIGNON Axel, SERRA Joël, GELARD Léo, CANTAREL Arthur, EYMA Florent, CASTANIE Bruno</td><td>ICA, Insa Toulouse</td></tr><tr><td>A15</td><td>Projet COPEAU BOIS : modification de bois massif pour une utilisation en lunetterie</td><td>LAGARDE Hélène, ROY Philippe, BELLONCLE Christophe, BLANCHARD Philippe</td><td>ESB, MB Production</td></tr><tr><td>A16</td><td>Etude comparative du vieillissement du bois lamellé collé sous cycles accélérés et en conditions naturelles</td><td>GREFFIER Guilhem, ESPINOSA Luis, EYMA Florent, PERRIN Marianne</td><td>ICA</td></tr><tr><td>A17</td><td>Modélisation de l'hétérogénéité des contraintes dans les lamelles aboutées panneautées de chêne</td><td>SOH MBOU Delin, BESSEAU Benoît, POT Guillaume, VIGUIER Joffrey, ROLLE Jecolia, MILHE Louis</td><td>Labomap, Durcef</td></tr><tr><td>A18</td><td>Sur le comportement au choc du bois</td><td>MAIGRE Hubert, CREIGHTON Cian, GRUAZ Luce, LABOUYRIE DUARTE Amaya</td><td>Lamcos, GM Insa Lyon</td></tr><tr><td>A19</td><td>Types, quantities and heavy metal content of the finishes on fibreboard waste</td><td>LEBRETON Flore, LAGARDE Hélène, IRLE Mark1, KUTTER Marie, BELLONCLE Christophe, Julia BUCHNER</td><td>ESB, LMU Munich (DE)</td></tr><tr><td>A20</td><td>Influence de l'orientation des fibres sur les propriétés mécaniques de placages d'hêtre</td><td>DEMOULIN Leyne, POT Guillaume, DENAUD Louis, GIRARDON Stéphane, MARCON Bertrand</td><td>Labomap</td></tr><tr><td>A21</td><td>Automatisation de la détection des fissures de déroulage par apprentissage profond</td><td>MARC Caroline, MARCON Bertrand, DENAUD Louis, GIRARDON Stéphane, BUTAUD Jean-Claude</td><td>Labomap</td></tr><tr><td>A22</td><td>Combined simulation and machine learning for process optimization in wood industry</td><td>BOLES George, POMMIER Régis, TRAORE Mamadou</td><td>I2M</td></tr><tr><td>A23</td><td>Non-destructive measurement of orthotropic elastic properties of wood samples by their modal impulse response</td><td>Al FAY Alaa, JULLIEN Delphine, CORN Stéphane, ARNOULD Olivier, LANGBOUR Patrick</td><td>LMGC, Mines Alès, BioWooEB</td></tr><tr><td>A24</td><td>Valorisation d'essences de feuillu</td><td>CURIAL Hugo, DENAUD Louis, Marcon Bertrand, VIGUIER Joffrey</td><td>Labomap</td></tr></tbody></table>

<footnote>* Présentateur souligné si différent du premier</footnote>
<table><thead><tr><th colspan="2">SESSION B</th><th colspan="2">Mercredi 22/11/2023 - 15h</th></tr><tr><th>No</th><th>Titre</th><th>Auteurs*</th><th>Labos</th></tr></thead><tbody><tr><td>B25</td><td>Bienvenue à SACHA, une base de données interactive de CHArbons d'Afrique du Sud : un outil pour l'anthracologie</td><td>PUECH Elysandre, THERY-PARISOT Isabelle</td><td>Cepam</td></tr><tr><td>B26</td><td>Mechanical Properties of Epoxidized Oil Heat Treated Eucalyptus Wood</td><td>HEJAZI Seyed Javad, ABEDINI Raoufeh, GHORBANI Maryam, DASTOORIAN Foroogh</td><td>U. Sari (IR)</td></tr><tr><td>B27</td><td>Etude du vieillissement de contreplaqués collés par résines thermoplastiques et renforcés par fibres naturelles</td><td>PRUNIER Clément, ROUSSEAU Jérôme, BUTAUD Pauline, JEANNIN Thomas, PLACET Vincent</td><td>Drive, Femto-ST</td></tr><tr><td>B28</td><td>Modélisation de l'effet trachéide</td><td>BOIVIN Juliette, FROEHLY Luc, GIRARDON Stéphane, TEYSSIEUX Damien, DENAUD Louis</td><td>Labomap, Femto-ST</td></tr><tr><td>B29</td><td>Quantification de la contrainte mécanique exercée par l'écorce sur le cambium en croissance</td><td>BOURSAT Thomas, ALMÉRAS Tancrède, BARÉS Jonathan, CLAIR Bruno</td><td>LMGC</td></tr><tr><td>B30</td><td>Comportement hystérétique des assemblages mécaniques de type tige</td><td>GOMEZ Dalmer, CUMUNEL Gwendal, BORNERT Michel, PEYRET Nicolas, CATTEROU Thomas</td><td>Navier, Quartz, FCBA</td></tr><tr><td>B31</td><td>La maquette des Halles de Villeréal. Des perspectives d'artisans pour contribuer à l'étude scientifique d'une construction en bois vert</td><td>BRIHIEZ Joseph, LEFEVRE Marc, RAMBAUD Paul</td><td>MNHN, Assoc. Iron Rabbits</td></tr><tr><td>B32</td><td>Caractérisation biochimique et phénotypage haut-débit de la collection nationale de robinier par spectrométrie proche infrarouge</td><td>BELMOKHTAR Nassim, TOUZET Orlane, BOIZOT Nathalie, BERNIER Frédéric, BRETON Christian</td><td>BioForA, Phenobois, UEFP</td></tr><tr><td>B33</td><td>Approche par calculs fractionnaires du fluage viscoélastique non linéaire du bois d'Entandrophragma cylindricum (Sapelli)</td><td>NGUEDJIO Loïc Chrislin, NGAMGA MABEKOU Sandrine, MOUTOU PITTI Rostand, TALLA Pierre Kisito</td><td>UR2MSP (CM), I.Pascal, Cenarest (GA)</td></tr><tr><td>B34</td><td>Utilisation des écomatériaux locaux pour la construction des bâtiments à empreinte carbone neutre en République Démocratique du Congo</td><td>LEWO NKONDI Blanca, AZAMA Nicolas, BLAYSAT Benoit, MOUTOU PITTI Rostand</td><td>INBTP (CD), I.Pascal, Cenarest (GA)</td></tr><tr><td>B35</td><td>De la valorisation d'une plante invasive (Baccharis halimifolia) vers l'écoconception d'un panneau bois local</td><td>BERTRAND Gaël, LACOSTE Clément, LE MOIGNE Nicolas, HOSTEQUIN Anne-Claire, MAGNIN Arnaud</td><td>Mines Alès, MSciBois, Atelier Luma</td></tr><tr><td>B36</td><td>Etude du comportement mécanique du bois en compression en fonction de la température et l'humidité</td><td>DAHER Hussein, CARE Sabine, FORET Gilles, PAYET Loïc</td><td>Navier, ENPC</td></tr><tr><td>B37</td><td>Mise en évidence par haubanage de la réponse thigmomorphogénétique de deux clones d'hévéa</td><td>ENGONGA EDZANG Arnauld, GRIL Joseph, MOUTOU PITTI Rostand, BADEL Eric</td><td>PIAF, I.Pascal, Cenarest (GA)</td></tr></tbody></table>

<footnote>* Présentateur souligné si différent du premier</footnote>
<table><thead><tr><th colspan="2">SESSION B</th><th colspan="2">Mercredi 22/11/2023 - 15h</th></tr><tr><th>No</th><th>Titre</th><th>Auteurs*</th><th>Labos</th></tr></thead><tbody><tr><td>B25</td><td>Bienvenue à SACHA, une base de données interactive de CHArbons d'Afrique du Sud : un outil pour l'anthracologie</td><td>PUECH Elysandre, THERY-PARISOT Isabelle</td><td>Cepam</td></tr><tr><td>B26</td><td>Mechanical Properties of Epoxidized Oil Heat Treated Eucalyptus Wood</td><td>HEJAZI Seyed Javad, ABEDINI Raoufeh, GHORBANI Maryam, DASTOORIAN Foroogh</td><td>U. Sari (IR)</td></tr><tr><td>B27</td><td>Etude du vieillissement de contreplaqués collés par résines thermoplastiques et renforcés par fibres naturelles</td><td>PRUNIER Clément, ROUSSEAU Jérôme, BUTAUD Pauline, JEANNIN Thomas, PLACET Vincent</td><td>Drive, Femto-ST</td></tr><tr><td>B28</td><td>Modélisation de l'effet trachéide</td><td>BOIVIN Juliette, FROEHLY Luc, GIRARDON Stéphane, TEYSSIEUX Damien, DENAUD Louis</td><td>Labomap, Femto-ST</td></tr><tr><td>B29</td><td>Quantification de la contrainte mécanique exercée par l'écorce sur le cambium en croissance</td><td>BOURSAT Thomas, ALMÉRAS Tancrède, BARÉS Jonathan, CLAIR Bruno</td><td>LMGC</td></tr><tr><td>B30</td><td>Comportement hystérétique des assemblages mécaniques de type tige</td><td>GOMEZ Dalmer, CUMUNEL Gwendal, BORNERT Michel, PEYRET Nicolas, CATTEROU Thomas</td><td>Navier, Quartz, FCBA</td></tr><tr><td>B31</td><td>La maquette des Halles de Villeréal. Des perspectives d'artisans pour contribuer à l'étude scientifique d'une construction en bois vert</td><td>BRIHIEZ Joseph, LEFEVRE Marc, RAMBAUD Paul</td><td>MNHN, Assoc. Iron Rabbits</td></tr><tr><td>B32</td><td>Caractérisation biochimique et phénotypage haut-débit de la collection nationale de robinier par spectrométrie proche infrarouge</td><td>BELMOKHTAR Nassim, TOUZET Orlane, BOIZOT Nathalie, BERNIER Frédéric, BRETON Christian</td><td>BioForA, Phenobois, UEFP</td></tr><tr><td>B33</td><td>Approche par calculs fractionnaires du fluage viscoélastique non linéaire du bois d'Entandrophragma cylindricum (Sapelli)</td><td>NGUEDJIO Loïc Chrislin, NGAMGA MABEKOU Sandrine, MOUTOU PITTI Rostand, TALLA Pierre Kisito</td><td>UR2MSP (CM), I.Pascal, Cenarest (GA)</td></tr><tr><td>B34</td><td>Utilisation des écomatériaux locaux pour la construction des bâtiments à empreinte carbone neutre en République Démocratique du Congo</td><td>LEWO NKONDI Blanca, AZAMA Nicolas, BLAYSAT Benoit, MOUTOU PITTI Rostand</td><td>INBTP (CD), I.Pascal, Cenarest (GA)</td></tr><tr><td>B35</td><td>De la valorisation d'une plante invasive (Baccharis halimifolia) vers l'écoconception d'un panneau bois local</td><td>BERTRAND Gaël, LACOSTE Clément, LE MOIGNE Nicolas, HOSTEQUIN Anne-Claire, MAGNIN Arnaud</td><td>Mines Alès, MSciBois, Atelier Luma</td></tr><tr><td>B36</td><td>Etude du comportement mécanique du bois en compression en fonction de la température et l'humidité</td><td>DAHER Hussein, CARE Sabine, FORET Gilles, PAYET Loïc</td><td>Navier, ENPC</td></tr><tr><td>B37</td><td>Mise en évidence par haubanage de la réponse thigmomorphogénétique de deux clones d'hévéa</td><td>ENGONGA EDZANG Arnauld, GRIL Joseph, MOUTOU PITTI Rostand, BADEL Eric</td><td>PIAF, I.Pascal, Cenarest (GA)</td></tr></tbody></table>

<footnote>* Présentateur souligné si différent du premier</footnote>
<table><thead><tr><th colspan="2">SESSION B</th><th colspan="2">Mercredi 22/11/2023 - 15h</th></tr><tr><th>No</th><th>Titre</th><th>Auteurs*</th><th>Labos</th></tr></thead><tbody><tr><td>B38</td><td>Tropical agro-wastes for environmentally friendly non-load bearing bio-composites and comparative analysis with wood panels</td><td>MANSOUR Souha, VIRETTO Amandine, THEVENON Marie-France, BRANCHERIAU Loïc</td><td>BioWooEB</td></tr><tr><td>B39</td><td>Modélisation des déformations de placages et contreplaqués</td><td>KACHOUH Cyril, GIRARDON Stéphane, DENAUD Louis, MARCEL-MATHEY Thibaud, VIGUIER Joffrey</td><td>Labomap</td></tr><tr><td>B40</td><td>WoodSun : un projet collaboratif de science ouverte du GDR 3544 Sciences du Bois : La structure du bois agrandie en 3D</td><td>BADEL Eric, ARNOULD Olivier, BOZONNET Cyril, CONCHON Pierre, DUHAMEL Yvan, RUELLE Julien, VIGUIER Joffrey</td><td>Piaf, LMGC, Pro3D, Silva, Labomap</td></tr><tr><td>B41</td><td>Caractérisation par tomographie ultrasonore du chêne vert employé dans la charpente de la Cathédrale Notre Dame de Paris</td><td>DUBOIS Frédéric, AFOUTOU Jérôme, ZHANG Xi</td><td>GC2D</td></tr><tr><td>B42</td><td>Evaluation de la durabilité de panneaux isolants à base de fibres de bois sous conditions tropicales par techniques de mesure de champs</td><td>MAHAMAT SALEH Atteb, DUPRE Jean-Christophe, BOSSU Julie, DOUMALIN Pascal</td><td>PPrime, Ecofog (GF)</td></tr><tr><td>B43</td><td>Reconstruction 3D de l'orientation des fibres autour d'un nœud de Douglas</td><td>PENVERN Hélène, POT Guillaume, VIGUIER Joffrey, COLLET Robert, DÉMOULIN Leyne, ROUX Benjamin, OLSSON Anders, HU Min</td><td>Labomap, U. Linnaeus (SE)</td></tr><tr><td>B44</td><td>Élaboration d'une résine époxy biosourcée</td><td>SANCHEZ Alexandre, CASTETS Laurent, ROBLES Eduardo</td><td>Iprem, Gascogne Bois</td></tr><tr><td>B45</td><td>Production of mycocomposite from wood industry waste</td><td>AGUILAR Kyle, FIGEL Laura, SAKER Safwan, SOUFFLET Lucas, BROSSE Nicolas, BESSERER Arnaud</td><td>Lermab, Critt Bois</td></tr><tr><td>B46</td><td>Méthodologie de couplage des marqueurs chimiques et des marqueurs génétiques dans la traçabilité du bois. Cas du Tali, genre Erythrophleum</td><td>ARNAUD Maëlle, NDIADE BOUROUBOU Dyana, BOESCHOTEN Laura, ROCHA VENÂNCIO MEYER-SAN Barbara</td><td>Cenarest (GA), MSciBois, U. Wageningen (NL)</td></tr><tr><td>B47</td><td>Projet OPTIUSE : Optimisation des doses efficaces à appliquer pour garantir les performances des bois autoclavés en fonction des usages et des durées de vie ciblés</td><td>RUBIO Bernadette, ANSARD David, FORTERRE Jean-Denis, LORIEAU Christophe, GALLIEN Marlène, EPINAT Eric, LE BAYON Isabelle</td><td>FCBA, FNB, PiveteauBois, Rondino</td></tr></tbody></table>

<footnote>* Présentateur souligné si différent du premier</footnote>
<table><thead><tr><th colspan="2">SESSION B</th><th colspan="2">Mercredi 22/11/2023 - 15h</th></tr><tr><th>No</th><th>Titre</th><th>Auteurs*</th><th>Labos</th></tr></thead><tbody><tr><td>B38</td><td>Tropical agro-wastes for environmentally friendly non-load bearing bio-composites and comparative analysis with wood panels</td><td>MANSOUR Souha, VIRETTO Amandine, THEVENON Marie-France, BRANCHERIAU Loïc</td><td>BioWooEB</td></tr><tr><td>B39</td><td>Modélisation des déformations de placages et contreplaqués</td><td>KACHOUH Cyril, GIRARDON Stéphane, DENAUD Louis, MARCEL-MATHEY Thibaud, VIGUIER Joffrey</td><td>Labomap</td></tr><tr><td>B40</td><td>WoodSun : un projet collaboratif de science ouverte du GDR 3544 Sciences du Bois : La structure du bois agrandie en 3D</td><td>BADEL Eric, ARNOULD Olivier, BOZONNET Cyril, CONCHON Pierre, DUHAMEL Yvan, RUELLE Julien, VIGUIER Joffrey</td><td>Piaf, LMGC, Pro3D, Silva, Labomap</td></tr><tr><td>B41</td><td>Caractérisation par tomographie ultrasonore du chêne vert employé dans la charpente de la Cathédrale Notre Dame de Paris</td><td>DUBOIS Frédéric, AFOUTOU Jérôme, ZHANG Xi</td><td>GC2D</td></tr><tr><td>B42</td><td>Evaluation de la durabilité de panneaux isolants à base de fibres de bois sous conditions tropicales par techniques de mesure de champs</td><td>MAHAMAT SALEH Atteb, DUPRE Jean-Christophe, BOSSU Julie, DOUMALIN Pascal</td><td>PPrime, Ecofog (GF)</td></tr><tr><td>B43</td><td>Reconstruction 3D de l'orientation des fibres autour d'un nœud de Douglas</td><td>PENVERN Hélène, POT Guillaume, VIGUIER Joffrey, COLLET Robert, DÉMOULIN Leyne, ROUX Benjamin, OLSSON Anders, HU Min</td><td>Labomap, U. Linnaeus (SE)</td></tr><tr><td>B44</td><td>Élaboration d'une résine époxy biosourcée</td><td>SANCHEZ Alexandre, CASTETS Laurent, ROBLES Eduardo</td><td>Iprem, Gascogne Bois</td></tr><tr><td>B45</td><td>Production of mycocomposite from wood industry waste</td><td>AGUILAR Kyle, FIGEL Laura, SAKER Safwan, SOUFFLET Lucas, BROSSE Nicolas, BESSERER Arnaud</td><td>Lermab, Critt Bois</td></tr><tr><td>B46</td><td>Méthodologie de couplage des marqueurs chimiques et des marqueurs génétiques dans la traçabilité du bois. Cas du Tali, genre Erythrophleum</td><td>ARNAUD Maëlle, NDIADE BOUROUBOU Dyana, BOESCHOTEN Laura, ROCHA VENÂNCIO MEYER-SAN Barbara</td><td>Cenarest (GA), MSciBois, U. Wageningen (NL)</td></tr><tr><td>B47</td><td>Projet OPTIUSE : Optimisation des doses efficaces à appliquer pour garantir les performances des bois autoclavés en fonction des usages et des durées de vie ciblés</td><td>RUBIO Bernadette, ANSARD David, FORTERRE Jean-Denis, LORIEAU Christophe, GALLIEN Marlène, EPINAT Eric, LE BAYON Isabelle</td><td>FCBA, FNB, PiveteauBois, Rondino</td></tr></tbody></table>

<footnote>* Présentateur souligné si différent du premier</footnote>
<table><thead><tr><th colspan="2">SESSION C</th><th colspan="2">Jeudi 22/11/2023 - 10h</th></tr><tr><th>No</th><th>Titre</th><th>Auteurs*</th><th>Labos</th></tr></thead><tbody><tr><td>C48</td><td>Optimisation of alcoholysis treatment in Poplar wood delignification</td><td>CHIN Yi Hien, BIWOLE Pascal, GRIL Joseph, VIAL Christophe, MOUTOU PITTI Rostand, OULDBOUKHITINE Salah-Eddine, LABONNE Nicolas, HORIKAWA Yoshiki</td><td>1.Pascal, Dagard, Persee, Piaf, Cenarest (GA), TUAT (JP)</td></tr><tr><td>C49</td><td>Stabilité dimensionnelle et tempéraments écologiques de feuillus tropicaux du Gabon</td><td>NKENE MEZUI Estelle, BRANCHERIAU Loic, IKOGOU Samuel, MOUTOU PITTI Rostand</td><td>1.Pascal, BioWooEB, LaReVaBois (GA), IRT (GA)</td></tr><tr><td>C50</td><td>Valorisation de biomasses résiduelles de menuiserie en matériau composite</td><td>LE COURBE Arnaud, CARAYON Lionel, CANDELIER Kévin, VIRETTO Amandine</td><td>Carayon, MSciBois, BioWooEB</td></tr><tr><td>C51</td><td>La plateforme SILVATECH, infrastructure scientifique collective</td><td>RUELLE Julien, ANGELI Nicolas, ROSE Christophe, GERARD Bastien</td><td>Silva</td></tr><tr><td>C52</td><td>Projet FIXPIN : Mise en place d'un procédé thermique type industriel de contrôle de l'exsudation de la résine de Pin maritime (Pinus pinaster)</td><td>MEHATS Jérémy, SANCHEZ Alexandre, CABARET Thomas, CASTETS Laurent, ROBLES Eduardo, CHARRIER Bertrand</td><td>Iprem, Protosphère, Gascogne Bois</td></tr><tr><td>C53</td><td>Dissolution de biopolymères et extraction avec des liquides ioniques biosourcés</td><td>MBAKIDI Jean-Pierre, SAAOIDalila, BACHA Katia, BOUQUILLON Sandrine</td><td>ICM Reims</td></tr><tr><td>C54</td><td>Experimental measure of the memory strain of wood sample during drying</td><td>STÉPHAN Antoine, PERRÉ Patrick, L'HOSTIS Clément, RÉMOND Romain</td><td>Lermab, LGPM, FCBA</td></tr><tr><td>C55</td><td>Évaluation des propriétés de transfert d'humidité par analyse inverse de la cinétique de séchage d'une pile de bois dans un séchoir industriel</td><td>SIMO-TAGNE Merlin, STÉPHAN Antoine, PERRÉ Patrick, L'HOSTIS Clément, RÉMOND Romain</td><td>Lermab, LGPM, FCBA</td></tr><tr><td>C56</td><td>Etude d'un procédé de protection et stabilisation du hêtre par imprégnation et formation in-situ de polyesters à base d'acide malique</td><td>FREDON Emmanuel, CHABERT Adèle, RÉMOND Romain</td><td>Lermab</td></tr><tr><td>C57</td><td>Etude expérimentale des interactions bois-microorganismes: cas spécifique des immeubles de santé</td><td>ESSONO MINTSA Morel, PAILHORIES Hélène, AVIAT Florence, LANATA Francesca, MICHAUD Franck, BELLONCLE Christophe</td><td>ESB, CHU Angers, Hifih, Your Research</td></tr><tr><td>C58</td><td>EVIBOIS: Monitoring of the Vibratory Behaviour of Tall Timber Building</td><td>JANOT Dorian, VIEUX-CHAMPAGNE Florent, GUEGUEN Philippe, BOUDAUD Clément</td><td>3SR, ISTerre, ESB</td></tr><tr><td>C59</td><td>Conception et développement de structures écologiques à architecture contrôlée à base de mycélium</td><td>FIGEL Laura, AGUILAR Kyle, SAKER Safwan, BESSERER Arnaud, BROSSE Nicolas</td><td>Lermab, Critt Bois</td></tr></tbody></table>

<footnote>* Présentateur souligné si différent du premier</footnote>
<table><thead><tr><th colspan="2">SESSION C</th><th colspan="2">Jeudi 22/11/2023 - 10h</th></tr><tr><th>No</th><th>Titre</th><th>Auteurs*</th><th>Labos</th></tr></thead><tbody><tr><td>C48</td><td>Optimisation of alcoholysis treatment in Poplar wood delignification</td><td>CHIN Yi Hien, BIWOLE Pascal, GRIL Joseph, VIAL Christophe, MOUTOU PITTI Rostand, OULDBOUKHITINE Salah-Eddine, LABONNE Nicolas, HORIKAWA Yoshiki</td><td>I.Pascal, Dagard, Persee, Piaf, Cenarest (GA), TUAT (JP)</td></tr><tr><td>C49</td><td>Stabilité dimensionnelle et tempéraments écologiques de feuillus tropicaux du Gabon</td><td>NKENE MEZUI Estelle, BRANCHERIAU Loic, IKOGOU Samuel, MOUTOU PITTI Rostand</td><td>I.Pascal, BioWooEB, LaReVaBois (GA), IRT (GA)</td></tr><tr><td>C50</td><td>Valorisation de biomasses résiduelles de menuiserie en matériau composite</td><td>LE COURBE Arnaud, CARAYON Lionel, CANDELIER Kévin, VIRETTO Amandine</td><td>Carayon, MSciBois, BioWooEB</td></tr><tr><td>C51</td><td>La plateforme SILVATECH, infrastructure scientifique collective</td><td>RUELLE Julien, ANGELI Nicolas, ROSE Christophe, GERARD Bastien</td><td>Silva</td></tr><tr><td>C52</td><td>Projet FIXPIN : Mise en place d'un procédé thermique type industriel de contrôle de l'exsudation de la résine de Pin maritime (Pinus pinaster)</td><td>MEHATS Jérémy, SANCHEZ Alexandre, CABARET Thomas, CASTETS Laurent, ROBLES Eduardo, CHARRIER Bertrand</td><td>Iprem, Protosphère, Gascogne Bois</td></tr><tr><td>C53</td><td>Dissolution de biopolymères et extraction avec des liquides ioniques biosourcés</td><td>MBAKIDI Jean-Pierre, SAAOIDalila, BACHA Katia, BOUQUILLON Sandrine</td><td>ICM Reims</td></tr><tr><td>C54</td><td>Experimental measure of the memory strain of wood sample during drying</td><td>STÉPHAN Antoine, PERRÉ Patrick, L'HOSTIS Clément, RÉMOND Romain</td><td>Lermab, LGPM, FCBA</td></tr><tr><td>C55</td><td>Évaluation des propriétés de transfert d'humidité par analyse inverse de la cinétique de séchage d'une pile de bois dans un séchoir industriel</td><td>SIMO-TAGNE Merlin, STÉPHAN Antoine, PERRÉ Patrick, L'HOSTIS Clément, RÉMOND Romain</td><td>Lermab, LGPM, FCBA</td></tr><tr><td>C56</td><td>Etude d'un procédé de protection et stabilisation du hêtre par imprégnation et formation in-situ de polyesters à base d'acide malique</td><td>FREDON Emmanuel, CHABERT Adèle, RÉMOND Romain</td><td>Lermab</td></tr><tr><td>C57</td><td>Etude expérimentale des interactions bois-microorganismes: cas spécifique des immeubles de santé</td><td>ESSONO MINTSA Morel, PAILHORIES Hélène, AVIAT Florence, LANATA Francesca, MICHAUD Franck, BELLONCLE Christophe</td><td>ESB, CHU Angers, Hifih, Your Research</td></tr><tr><td>C58</td><td>EVIBOIS: Monitoring of the Vibratory Behaviour of Tall Timber Building</td><td>JANOT Dorian, VIEUX-CHAMPAGNE Florent, GUEGUEN Philippe, BOUDAUD Clément</td><td>3SR, ISTerre, ESB</td></tr><tr><td>C59</td><td>Conception et développement de structures écologiques à architecture contrôlée à base de mycélium</td><td>FIGEL Laura, AGUILAR Kyle, SAKER Safwan, BESSERER Arnaud, BROSSE Nicolas</td><td>Lermab, Critt Bois</td></tr></tbody></table>

<footnote>* Présentateur souligné si différent du premier</footnote>
<table><thead><tr><th colspan="2">SESSION C</th><th colspan="2">Jeudi 22/11/2023 - 10h</th></tr><tr><th>No</th><th>Titre</th><th>Auteurs*</th><th>Labos</th></tr></thead><tbody><tr><td>C60</td><td>Variabilité de la proportion d'aubier et de la nodosité d'épicéa commun, de sapin pectiné et de pin sylvestre</td><td>RAVOAJANAHARY Tojo, DAQUITAINE Renaud, URSELLA Enrico, REMOND Romain, LEBAN Jean-Michel</td><td>Siat, Microtec, Lermab, BEF</td></tr><tr><td>C61</td><td>Innovative particleboards made of chemically modified sugarcane bagasse Biological durability evaluation</td><td>AHMADI Peyman, EFHAMISISI Davood, THEVENON Marie-France, ZAREA HOSSEINABADI Hamid, OLADI Reza, GERARD Jean</td><td>U.Tehran (IR), BioWooEB</td></tr><tr><td>C62</td><td>Construction bas carbone : identification des éléments fortement carbonés pour faire émerger des principes de conception favorable – Application pratique à un bâtiment de santé</td><td>LANATA Francesca, BOUDAUD Clément, BELLONCLE Christophe, MICHAUD Franck</td><td>ESB</td></tr><tr><td>C63</td><td>Application de la méthode des EF pour la modélisation du déroulage du bois vert</td><td>YAICH Mariem, VIGUIER Joffrey, DENAUD Louis, HAKIM Said Youssouf, COTTIN Fabrice</td><td>Labomap</td></tr><tr><td>C64</td><td>Étude de l'intégration du procédé de Stratoconception® dans le processus de conception d'architectures non-standards en bois</td><td>NEHLAWI Anwar, MEYER Julien, BLÉRON Laurent, FRÉCHARD Victor</td><td>MAP CRAI, Lermab</td></tr><tr><td>C65</td><td>Master Sciences du Bois à l'Université de Montpellier : Bilan après 3 ans de pédagogie active</td><td>AUTISSIER Aurélie, BARDET Sandrine, CLAIR Bruno</td><td>U. Montpellier, LMGC</td></tr><tr><td>C66</td><td>Variabilité du δ13C le long du rayon de bois tropicaux de la région amazonienne brésilienne</td><td>SOUZA-SILVA Isabela Maria, ARAÚJO, Maria Gabriella, BATISTA Ana Claudia, MARTINELLI Luiz Antonio</td><td>U. São Paulo (BR), SilvaTech</td></tr><tr><td>C67</td><td>Qualification in-situ de la teneur en eau des structures bois via une approche électrique résistive</td><td>HAFSA Wael, ANGELLIER Nicolas, TAKARLI Mokhfi, POP Ion Octavian</td><td>GC2D</td></tr><tr><td>C68</td><td>Développement de revêtements métalliques et céramiques sur le bois pour sa protection au feu et aux termites</td><td>PODGORSKI Laurence, DENOIRJEAN Alain</td><td>FCBA, IRCER</td></tr><tr><td>C69</td><td>Préservation de la biodiversité ligneuse locale : Evaluation des pratiques patrimoniales dans la gestion durable des forêts de Guadeloupe</td><td>FREULARD Justine, BEAUCHENE Jacques</td><td>Istar, Ecofog (GF)</td></tr><tr><td>C70</td><td>Vers la mise en place d'abaque d'équilibre hygroscopique des essences des feuillus tropicaux</td><td>ASSEKO ELLA Martian, MOUTOU PITTI Rostand, GIACOMO Goli, GRIL Joseph</td><td>I.Pascal, Cenarest (GA), Dagri (IT), Piaf</td></tr><tr><td>C71</td><td>Effets synergiques et historiques des liquides hydroalcooliques sur le gonflement du chêne</td><td>DUSSAUT Cédric, COLIN Julien, CASALINHNO Joel, TEISSIER DU CROIS Rémi, LITOUX-DESRUES François, ABADIE Charlotte, PERRE</td><td>CentraleSupelec, Chene&Cie,</td></tr></tbody></table>

<footnote>* Présentateur souligné si différent du premier</footnote>
<table><thead><tr><th colspan="2">SESSION C</th><th colspan="2">Jeudi 22/11/2023 - 10h</th></tr><tr><th>No</th><th>Titre</th><th>Auteurs*</th><th>Labos</th></tr></thead><tbody><tr><td>C60</td><td>Variabilité de la proportion d'aubier et de la nodosité d'épicéa commun, de sapin pectiné et de pin sylvestre</td><td>RAVOAJANAHARY Tojo, DAQUITAINE Renaud, URSELLA Enrico, REMOND Romain, LEBAN Jean-Michel</td><td>Siat, Microtec, Lermab, BEF</td></tr><tr><td>C61</td><td>Innovative particleboards made of chemically modified sugarcane bagasse Biological durability evaluation</td><td>AHMADI Peyman, EFHAMISISI Davood, THEVENON Marie-France, ZAREA HOSSEINABADI Hamid, OLADI Reza, GERARD Jean</td><td>U.Tehran (IR), BioWooEB</td></tr><tr><td>C62</td><td>Construction bas carbone : identification des éléments fortement carbonés pour faire émerger des principes de conception favorable – Application pratique à un bâtiment de santé</td><td>LANATA Francesca, BOUDAUD Clément, BELLONCLE Christophe, MICHAUD Franck</td><td>ESB</td></tr><tr><td>C63</td><td>Application de la méthode des EF pour la modélisation du déroulage du bois vert</td><td>YAICH Mariem, VIGUIER Joffrey, DENAUD Louis, HAKIM Said Youssouf, COTTIN Fabrice</td><td>Labomap</td></tr><tr><td>C64</td><td>Étude de l'intégration du procédé de Stratoconception® dans le processus de conception d'architectures non-standards en bois</td><td>NEHLAWI Anwar, MEYER Julien, BLÉRON Laurent, FRÉCHARD Victor</td><td>MAP CRAI, Lermab</td></tr><tr><td>C65</td><td>Master Sciences du Bois à l'Université de Montpellier : Bilan après 3 ans de pédagogie active</td><td>AUTISSIER Aurélie, BARDET Sandrine, CLAIR Bruno</td><td>U. Montpellier, LMGC</td></tr><tr><td>C66</td><td>Variabilité du δ13C le long du rayon de bois tropicaux de la région amazonienne brésilienne</td><td>SOUZA-SILVA Isabela Maria, ARAÚJO, Maria Gabriella, BATISTA Ana Claudia, MARTINELLI Luiz Antonio</td><td>U. São Paulo (BR), SilvaTech</td></tr><tr><td>C67</td><td>Qualification in-situ de la teneur en eau des structures bois via une approche électrique résistive</td><td>HAFSA Wael, ANGELLIER Nicolas, TAKARLI Mokhfi, POP Ion Octavian</td><td>GC2D</td></tr><tr><td>C68</td><td>Développement de revêtements métalliques et céramiques sur le bois pour sa protection au feu et aux termites</td><td>PODGORSKI Laurence, DENOIRJEAN Alain</td><td>FCBA, IRCER</td></tr><tr><td>C69</td><td>Préservation de la biodiversité ligneuse locale : Evaluation des pratiques patrimoniales dans la gestion durable des forêts de Guadeloupe</td><td>FREULARD Justine, BEAUCHENE Jacques</td><td>Istar, Ecofog (GF)</td></tr><tr><td>C70</td><td>Vers la mise en place d'abaque d'équilibre hygroscopique des essences des feuillus tropicaux</td><td>ASSEKO ELLA Martian, MOUTOU PITTI Rostand, GIACOMO Goli, GRIL Joseph</td><td>I.Pascal, Cenarest (GA), Dagri (IT), Piaf</td></tr><tr><td>C71</td><td>Effets synergiques et historiques des liquides hydroalcooliques sur le gonflement du chêne</td><td>DUSSAUT Cédric, COLIN Julien, CASALINHNO Joel, TEISSIER DU CROIS Rémi, LITOUX-DESRUES François, ABADIE Charlotte, PERRE</td><td>CentraleSupelec, Chene&Cie,</td></tr></tbody></table>

<footnote>* Présentateur souligné si différent du premier</footnote>
# Relationships between chemical composition and decay resistance of *Coula edulis* Baill as an alternative wood species in Gabon

BOPENGA BOPENGA Christ Stone Arnaud<fnref n="1" />, DUMARÇAY Stéphane<fnref n="2" />,
GÉRARDIN Philippe<fnref n="2" />, EKOMY ANGO Serge<fnref n="1" />

iniestabopenga@gmail.com

**Keywords:** Durability, Chemical composition, Antifungal, Extractive

## Context and objectives

The natural durability of wood is defined as its ability to resist to biological degradation caused by fungus and insects and weathering without any chemical treatment (Rowell et al. 2005). In reality, only the heartwood of some species is durable; sapwood being in general easily degraded. Although several factors like hydrophobicity, density, lignin and extractives contents have been reported to be involved in wood natural durability, most of the authors agree with the import role played by extractives (Antwi-Boasiako and Pitman 2009). Extractives content varies widely in wood (Antwi-Boasiako et al. 2010, Kilic and Niemz 2012). Extractives are low molecular weight substances found in the porous structure of wood. These are generally lipophilic or hydrophilic secondary metabolites that are not essential for tree growth. The content and composition of the extractive substances vary according to the wood samples, the part of the tree, its age, the location and the season of harvesting as well as the period and conditions of storage. Extractive substances are responsible for wood characteristics such as color, odor, natural durability and acoustic properties (Aloui et al. 2004). They protect wood from ultraviolet rays, pathogens and herbivores (Harborne and Williams 2000). They consist of several families of compounds such as waxes, fats, terpenoids, quinones and a large variety of phenolic compounds (simple phenols, flavonoids, lignans, stilbenes, tannins...). Phenolic compounds are the most important class of extractives presenting antifungal, antioxidant and other properties that are potentially valuable (Hillis 1972). In addition, naturally durable wood species contained toxic compounds that are generally polyphenols such as tannins, flavonoids and stilbenes. Some species also have non-phenolic extractives such as quinones and terpenoids. For example, the molecules responsible for the natural durability of *Tectona grandis* consist of toxic quinones, which present strong antitermitic and fungicidal properties. The toxicity of extractive substances correlates with their antioxidant activity (Amusant et al. 2007). The most important agents of wood biodegradation are fungi and termites (Antwi-Boasiako et al. 2010). However, while natural durability of most of temperate wood species has been well documented (Aloui et al. 2004, Guilley et al. 2004), less information is available on the natural durability of many Congo Basin wood species (CIRAD 2008, Bopenga bopenga et al. 2020a,b,c). The Congo Basin hosts an exceptional biodiversity for trees as well as for flora and fauna. Only a few wood species are exploited because of their high market value (AGEOS 2015). The direct consequence of this selective exploitation is the over-utilization of certain wood species. Several lesser-known species are available in Gabon including the Gabonese hazel (*Coula edulis* Baill), whose wood is used by the local populations for its longevity because of its resistance to fungi and insects, including termites. The wood is used in the construction of huts as poles or lintels (Moupela C et al. 2010, 2013). The goal of this study was to better

<footnote n="1">¹Institut de Recherche Technologique (IRT/Cenarest), Gros Bouquet, BP 9154, LBV, Gabon</footnote>

<footnote n="2">²Université de Lorraine, Inra, EA 4370 USC 1445 LERMAB, Faculté des Sciences et
Technologie, BP 70239, 54506 Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex, France</footnote>
# Relationships between chemical composition and decay resistance of *Coula edulis* Baill as an alternative wood species in Gabon

BOPENGA BOPENGA Christ Stone Arnaud<fnref n="1" />, DUMARÇAY Stéphane<fnref n="2" />, GÉRARDIN Philippe<fnref n="2" />, EKOMY ANGO Serge<fnref n="1" />

iniestabopenga@gmail.com

**Keywords:** Durability, Chemical composition, Antifungal, Extractive

## Context and objectives

The natural durability of wood is defined as its ability to resist to biological degradation caused by fungus and insects and weathering without any chemical treatment (Rowell et al. 2005). In reality, only the heartwood of some species is durable; sapwood being in general easily degraded. Although several factors like hydrophobicity, density, lignin and extractives contents have been reported to be involved in wood natural durability, most of the authors agree with the import role played by extractives (Antwi-Boasiako and Pitman 2009). Extractives content varies widely in wood (Antwi-Boasiako et al. 2010, Kilic and Niemz 2012). Extractives are low molecular weight substances found in the porous structure of wood. These are generally lipophilic or hydrophilic secondary metabolites that are not essential for tree growth. The content and composition of the extractive substances vary according to the wood samples, the part of the tree, its age, the location and the season of harvesting as well as the period and conditions of storage. Extractive substances are responsible for wood characteristics such as color, odor, natural durability and acoustic properties (Aloui et al. 2004). They protect wood from ultraviolet rays, pathogens and herbivores (Harborne and Williams 2000). They consist of several families of compounds such as waxes, fats, terpenoids, quinones and a large variety of phenolic compounds (simple phenols, flavonoids, lignans, stilbenes, tannins...). Phenolic compounds are the most important class of extractives presenting antifungal, antioxidant and other properties that are potentially valuable (Hillis 1972). In addition, naturally durable wood species contained toxic compounds that are generally polyphenols such as tannins, flavonoids and stilbenes. Some species also have non-phenolic extractives such as quinones and terpenoids. For example, the molecules responsible for the natural durability of *Tectona grandis* consist of toxic quinones, which present strong antitermitic and fungicidal properties. The toxicity of extractive substances correlates with their antioxidant activity (Amusant et al. 2007). The most important agents of wood biodegradation are fungi and termites (Antwi-Boasiako et al. 2010). However, while natural durability of most of temperate wood species has been well documented (Aloui et al. 2004, Guilley et al. 2004), less information is available on the natural durability of many Congo Basin wood species (CIRAD 2008, Bopenga bopenga et al. 2020a,b,c). The Congo Basin hosts an exceptional biodiversity for trees as well as for flora and fauna. Only a few wood species are exploited because of their high market value (AGEOS 2015). The direct consequence of this selective exploitation is the over-utilization of certain wood species. Several lesser-known species are available in Gabon including the Gabonese hazel (*Coula edulis* Baill), whose wood is used by the local populations for its longevity because of its resistance to fungi and insects, including termites. The wood is used in the construction of huts as poles or lintels (Moupela C et al. 2010, 2013). The goal of this study was to better

<footnote n="1">¹Institut de Recherche Technologique (IRT/Cenarest), Gros Bouquet, BP 9154, LBV, Gabon</footnote>

<footnote n="2">²Université de Lorraine, Inra, EA 4370 USC 1445 LERMAB, Faculté des Sciences et Technologie, BP 70239, 54506 Vandoeuvre-lès-Nancy Cedex, France</footnote>
understand the reasons for the natural durability of this species including: (i) the effect of extractives on decay resistance, (ii) the effect of extractives on the fungal growth inhibition, and (iii) the role of wood chemistry in relation to durability.

## Material and method

**Material.** Heartwood of Gabon hazel (C. edulis) was obtained from a 50-cm-diameter log taken from between 1.50 and 2.50 m above the ground. The tree was harvested at the Ayémé primary forest in Gabon located in the Estuary province. Tree age was estimated between 50 and 75 years. 30×10×5 mm3 heartwood blocks were cut in the longitudinal, radial and tangential directions, respectively. The blocks were randomly used for the different tests performed. Sawdust of C. edulis Baill was prepared using a ball mill (Retsch SM 100), sieved (Ø=0.160 mm) and stored in glass fasks after drying in an oven at 70 °C to avoid extractives degradation.

**Method.** For the extraction blocks, blocks of heartwood were extracted to evaluate the effect of extractives on wood decay durability. The blocks were Soxhlet extracted for three weeks using acetone-water (1/1, v/v), the apparatus being refuelled when needed (Fig. 1). A duration of three weeks was chosen to improve extraction, which is known to be more difficult on blocks due to a lower exchange surface compared to sawdust. The blocks were then dried at 103 °C and weighed (m1). Extraction yield was determined using:

$$ \text{Yield of extraction (\%)} = [(m_0 - m_1) / m_0] \times 100 \quad (1) $$

where m₀ was the anhydrous mass of the blocks before extraction dried at 103°C and m1 the anhydrous mass of the blocks dried at 103°C after extraction.

<figure><img src="image_52.png" /><figcaption>Fig 1: (a) Sanded specimens 30×10×5 mm3; (b) Extraction of the test pieces using Soxhlet.</figcaption></figure>

For the extraction sawdust, 10 g of finely ground dried heartwood was successively Soxhlet-extracted for 24 hours with solvents of increasing polarity: dichloromethane, acetone, toluene-ethanol (2/1, v/v) and water. each extraction was performed in triplicate. The extracts were concentrated using a rotary evaporator under vacuum, except for water extracts which were lyophilized. The extracts were then dried in a desiccator under vacuum in the presence of P₂O₅ and weighed regularly until constant mass (mₑ). The yield of extract is determined using:

$$ \text{Yield of extract (\%)} = (m_e / m_s) \times 100 \quad (2) $$

where mₑ was the mass of extract and m_s the mass of sawdust used for extraction. The extracts were then recovered and stored in closed bottles in the dark.

**Decay resistance tests.** The mass loss (ML) caused by fungal attack in Fig. 2 and the moisture content (MC) is determined as follows:

$$ \text{ML (\%)} = [(m_0 \text{ or } m_1) - m_3] / (m_0 \text{ or } m_1) \times 100 \quad (3) $$

$$ \text{MC (\%)} = (m_2 - m_3)/m_3 \times 100 \quad (4) $$
understand the reasons for the natural durability of this species including: (i) the effect of extractives on decay resistance, (ii) the effect of extractives on the fungal growth inhibition, and (iii) the role of wood chemistry in relation to durability.

## Material and method

**Material.** Heartwood of Gabon hazel (C. edulis) was obtained from a 50-cm-diameter log taken from between 1.50 and 2.50 m above the ground. The tree was harvested at the Ayémé primary forest in Gabon located in the Estuary province. Tree age was estimated between 50 and 75 years. 30×10×5 mm3 heartwood blocks were cut in the longitudinal, radial and tangential directions, respectively. The blocks were randomly used for the different tests performed. Sawdust of C. edulis Baill was prepared using a ball mill (Retsch SM 100), sieved (Ø=0.160 mm) and stored in glass fasks after drying in an oven at 70 °C to avoid extractives degradation.

**Method.** For the extraction blocks, blocks of heartwood were extracted to evaluate the effect of extractives on wood decay durability. The blocks were Soxhlet extracted for three weeks using acetone-water (1/1, v/v), the apparatus being refuelled when needed (Fig. 1). A duration of three weeks was chosen to improve extraction, which is known to be more difficult on blocks due to a lower exchange surface compared to sawdust. The blocks were then dried at 103 °C and weighed (m1). Extraction yield was determined using:

$$ \text{Yield of extraction (\%)} = [(m_0 - m_1) / m_0] \times 100 \quad (1) $$

where m₀ was the anhydrous mass of the blocks before extraction dried at 103°C and m1 the anhydrous mass of the blocks dried at 103°C after extraction.

<figure><img src="image_53.png" /><figcaption>Fig 1: (a) Sanded specimens 30×10×5 mm3; (b) Extraction of the test pieces using Soxhlet.</figcaption></figure>

For the extraction sawdust, 10 g of finely ground dried heartwood was successively Soxhlet-extracted for 24 hours with solvents of increasing polarity: dichloromethane, acetone, toluene-ethanol (2/1, v/v) and water. each extraction was performed in triplicate. The extracts were concentrated using a rotary evaporator under vacuum, except for water extracts which were lyophilized. The extracts were then dried in a desiccator under vacuum in the presence of P₂O₅ and weighed regularly until constant mass (mₑ). The yield of extract is determined using:

$$ \text{Yield of extract (\%)} = (m_e / m_s) \times 100 \quad (2) $$

where mₑ was the mass of extract and m_s the mass of sawdust used for extraction. The extracts were then recovered and stored in closed bottles in the dark.

**Decay resistance tests.** The mass loss (ML) caused by fungal attack in Fig. 2 and the moisture content (MC) is determined as follows:

$$ \text{ML (\%)} = [(m_0 \text{ or } m_1) - m_3] / (m_0 \text{ or } m_1) \times 100 \quad (3) $$

$$ \text{MC (\%)} = (m_2 - m_3)/m_3 \times 100 \quad (4) $$
where $m_0$ was the initial anhydrous mass of unextracted blocks, $m_1$ the anhydrous mass of extracted blocks before fungal exposure, $m_2$ the mass of wet blocks after fungal exposure and $m_3$ the dried mass of blocks after fungal exposure.

Corrected mass loss was calculated as follows:

$$ML_{corrected}(\%) = ML(\%) - ML_{diffusion}(\%) \quad (5)$$

where $ML_{diffusion}$ was the mean of mass loss values obtained for diffusion tests. The inhibition of fungal growth by extracts is shown in Fig. 3 and the analysis of extracts in Fig. 4.

<figure><img src="image_53.png" /><figcaption>Fig. 2: Comparison of wooden test pieces with different fungi.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_54.png" /><figcaption>Fig. 3: Inhibition of fungal growth by extracts test</figcaption></figure>

<caption>Fig. 4: Analysis of extracts tests</caption>

## Results and discussion

*Extractive contents.* Extractive yield varied with solvent to another (Tab. 1). The yield was lowest with dichloromethane (1.1%), probably due to the limited amounts of non-polar compounds in *C. edulis* heartwood. The highest extract content was obtained with acetone (8.5%). None of the solvents used removed all extractives because of their different solubilities. Previous studies suggest that the non-polar solvents mainly extracted oils, grease or terpenes, while polar solvents removed polyphenols such as lignans, stilbenes, flavonoids, tannins....The total yield of extractives reached 16.1%, which is similar to the extractives content of many tropical species. Mass losses of the virulence controls ranged from 48.9% for *T. versicolor* to 50.2% for *P. sanguineus* for beech and 40.6% for *R. placenta* and 48.5% for *C. puteana* for pine sapwood (Tab. 2). To be valid, the European standard EN 113 requires minimum WL of 30%. All fungi tested met this requirement. Mass losses of all non-extracted heartwood blocks of *C. edulis* were less than 2%, regardless of the fungus used indicated that this species is resistant to attack by white or brown rot (Tab. 3).

*Natural resistance of wood blocks against fungal attack.* The moisture content of the blocks ranged from 20.8 to 53.7%, indicating that conditions were generally suitable for wood degradation (Tab. 4). The results also indicated that extracted wood absorbed more moisture showing that the extractives influenced wood moisture content. Steric hindrance and hydrophobic character of extractives may explain the higher water content of extracted samples.
where $m_0$ was the initial anhydrous mass of unextracted blocks, $m_1$ the anhydrous mass of extracted blocks before fungal exposure, $m_2$ the mass of wet blocks after fungal exposure and $m_3$ the dried mass of blocks after fungal exposure.

Corrected mass loss was calculated as follows:

$$ML_{corrected}(\%) = ML(\%) - ML_{diffusion}(\%) \quad (5)$$

where $ML_{diffusion}$ was the mean of mass loss values obtained for diffusion tests. The inhibition of fungal growth by extracts is shown in Fig. 3 and the analysis of extracts in Fig. 4.

<figure><img src="image_54.png" /><figcaption>Fig. 2: Comparison of wooden test pieces with different fungi.</figcaption></figure>

<figure><img src="image_55.png" /><figcaption>Fig. 3: Inhibition of fungal growth by extracts test</figcaption></figure>

<caption>Fig. 4: Analysis of extracts tests</caption>

## Results and discussion

*Extractive contents.* Extractive yield varied with solvent to another (Tab. 1). The yield was lowest with dichloromethane (1.1%), probably due to the limited amounts of non-polar compounds in *C. edulis* heartwood. The highest extract content was obtained with acetone (8.5%). None of the solvents used removed all extractives because of their different solubilities. Previous studies suggest that the non-polar solvents mainly extracted oils, grease or terpenes, while polar solvents removed polyphenols such as lignans, stilbenes, flavonoids, tannins....The total yield of extractives reached 16.1%, which is similar to the extractives content of many tropical species. Mass losses of the virulence controls ranged from 48.9 % for *T. versicolor* to 50.2% for *P. sanguineus* for beech and 40.6% for *R. placenta* and 48.5% for *C. puteana* for pine sapwood (Tab. 2). To be valid, the European standard EN 113 requires minimum WL of 30%. All fungi tested met this requirement. Mass losses of all non-extracted heartwood blocks of *C. edulis* were less than 2%, regardless of the fungus used indicated that this species is resistant to attack by white or brown rot (Tab. 3).

*Natural resistance of wood blocks against fungal attack.* The moisture content of the blocks ranged from 20.8 to 53.7%, indicating that conditions were generally suitable for wood degradation (Tab. 4). The results also indicated that extracted wood absorbed more moisture showing that the extractives influenced wood moisture content. Steric hindrance and hydrophobic character of extractives may explain the higher water content of extracted samples.
<table><caption>Tab. 1. Extractives recovered from *C. edulis* heartwood sawdust with solvents with increased polarity</caption><thead><tr><th>Solvent</th><th>Yields (%)<sup>a</sup></th></tr></thead><tbody><tr><td>Dichlorométhane</td><td>1.1 ± 0,2</td></tr><tr><td>Acetone</td><td>8.5 ± 0,2</td></tr><tr><td>Toluène/éthanol</td><td>2.9 ± 0,4</td></tr><tr><td>Water</td><td>3.6 ± 0,2</td></tr><tr><td><strong>Total</strong></td><td><strong>16.1±1</strong></td></tr></tbody></table>

<table><caption>Tab. 2: Corrected mass loss of *C. edulis* wood blocks after 16 weeks exposure to different fungi</caption><thead><tr><th rowspan="2">Sample</th><th colspan="4">ML<sub>corrected</sub> (%)<sup>a</sup></th></tr><tr><th><em>Trametes versicolor</em></th><th><em>Pycnoporus sanguineus</em></th><th><em>Rhodonia placenta</em></th><th><em>Coniophora puteana</em></th></tr></thead><tbody><tr><td>Beech control</td><td>48.9 ± 3</td><td>50.2 ± 9.5</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Pine control</td><td>-</td><td>-</td><td>40.6 ± 7.5</td><td>48.5 ± 8.3</td></tr><tr><td><em>C. edulis</em></td><td>1.3 ± 0.4</td><td>1.28 ± 0.9</td><td>0.4 ± 0.1</td><td>0.5 ± 0.1</td></tr><tr><td>Extracted <em>C. edulis</em></td><td>19.8 ± 0.9</td><td>17.5 ± 0.9</td><td>10.8 ± 0.9</td><td>12.8 ± 0.3</td></tr></tbody></table>

<table><caption>Tab. 3: Classification of durability based on EN 350 (2016).</caption><thead><tr><th>Sample</th><th><em>T. versicolor</em></th><th><em>P. sanguineus</em></th><th><em>R. placenta</em></th><th><em>C. puteana</em></th></tr></thead><tbody><tr><td><em>C. edulis</em></td><td>1 (x=0.02)</td><td>1 (x=0.02)</td><td>1 (x=0.01)</td><td>1 (x=0.01)</td></tr><tr><td>Extracted <em>C. edulis</em></td><td>3 (x=0.40)</td><td>3 (x=0.35)</td><td>2 (x=0.27)</td><td>2 (x=0.26)</td></tr></tbody></table>

<table><caption>Tab. 4: Average moisture content of wood blocks after 16 weeks of exposure to a fungal attack</caption><thead><tr><th rowspan="2">Sample</th><th colspan="4">Moisture content (%)<sup>a</sup></th></tr><tr><th><em>T. versicolor</em></th><th><em>P. sanguineus</em></th><th><em>R. placenta</em></th><th><em>C. puteana</em></th></tr></thead><tbody><tr><td>Beech control</td><td>50.3 ± 10.7</td><td>51.3 ± 4.9</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Pine control</td><td>-</td><td>-</td><td>49.0 ± 5.3</td><td>53.7 ± 6.7</td></tr><tr><td><em>C. edulis</em></td><td>27.4 ± 0.9</td><td>27.1 ± 1.1</td><td>20.8 ± 1.0</td><td>25.7 ± 1.8</td></tr><tr><td>Extracted <em>C. edulis</em></td><td>45.0 ± 4.4</td><td>40.9 ± 3.6</td><td>32.7 ± 8.0</td><td>43.5 ± 7.7</td></tr></tbody></table>

The *GC-MS* analysis is shown in Tab. 5

<table><caption>Tab. 5: Compounds identified by GC-MS and their relative abundance relative to Total Ion Current (TIC)</caption><thead><tr><th>Solvent</th><th>Retention time (min)</th><th>Compound</th><th>Abundance(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="6">Dichloromethane</td><td>22.64</td><td>Tetracosanoic acid</td><td>20</td></tr><tr><td>25.31</td><td>Hexacosanoic acid</td><td>54</td></tr><tr><td>27.68</td><td>Docosanoic acid</td><td>5</td></tr><tr><td>29.68</td><td>Unknown</td><td>11</td></tr><tr><td>33.74</td><td>Unknown</td><td>11</td></tr><tr><td>16.09</td><td>Gallic acid</td><td>53</td></tr><tr><td rowspan="6">Acetone</td><td>20.31</td><td>Unknown</td><td>3</td></tr><tr><td>21.38</td><td>Unknown</td><td>4</td></tr><tr><td>22.73</td><td>Unknown</td><td>6</td></tr><tr><td>24.46</td><td>Unknown</td><td>3</td></tr><tr><td>28.22</td><td>Ellagic acid</td><td>30</td></tr><tr><td>16.09</td><td>Gallic acid</td><td>20</td></tr><tr><td>Toluene/ethanol</td><td>28.29</td><td>Ellagic acid</td><td>80</td></tr></tbody></table>

<footnote>a Values represent means of 3 replicates ± standard deviation.</footnote>

<footnote>a Values represent means of 3 replicates ± standard deviation.</footnote>

<footnote>a 1= Very Durable; 2= Durable; 3= Moderately Durable; 4= Weakly Durable; 5= Non Durable</footnote>

<footnote>a Values represent means of 3 replicates ± standard deviation</footnote>
<table><caption>Tab. 1. Extractives recovered from *C. edulis* heartwood sawdust with solvents with increased polarity</caption><thead><tr><th>Solvent</th><th>Yields (%)<sup>a</sup></th></tr></thead><tbody><tr><td>Dichlorométhane</td><td>1.1 ± 0,2</td></tr><tr><td>Acetone</td><td>8.5 ± 0,2</td></tr><tr><td>Toluène/éthanol</td><td>2.9 ± 0,4</td></tr><tr><td>Water</td><td>3.6 ± 0,2</td></tr><tr><td><strong>Total</strong></td><td><strong>16.1±1</strong></td></tr></tbody></table>

<table><caption>Tab. 2: Corrected mass loss of *C. edulis* wood blocks after 16 weeks exposure to different fungi</caption><thead><tr><th rowspan="2">Sample</th><th colspan="4">ML<sub>corrected</sub> (%)<sup>a</sup></th></tr><tr><th><em>Trametes versicolor</em></th><th><em>Pycnoporus sanguineus</em></th><th><em>Rhodonia placenta</em></th><th><em>Coniophora puteana</em></th></tr></thead><tbody><tr><td>Beech control</td><td>48.9 ± 3</td><td>50.2 ± 9.5</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Pine control</td><td>-</td><td>-</td><td>40.6 ± 7.5</td><td>48.5 ± 8.3</td></tr><tr><td><em>C. edulis</em></td><td>1.3 ± 0.4</td><td>1.28 ± 0.9</td><td>0.4 ± 0.1</td><td>0.5 ± 0.1</td></tr><tr><td>Extracted <em>C. edulis</em></td><td>19.8 ± 0.9</td><td>17.5 ± 0.9</td><td>10.8 ± 0.9</td><td>12.8 ± 0.3</td></tr></tbody></table>

<table><caption>Tab. 3: Classification of durability based on EN 350 (2016).</caption><thead><tr><th>Sample</th><th><em>T. versicolor</em></th><th><em>P. sanguineus</em></th><th><em>R. placenta</em></th><th><em>C. puteana</em></th></tr></thead><tbody><tr><td><em>C. edulis</em></td><td>1 (x=0.02)</td><td>1 (x=0.02)</td><td>1 (x=0.01)</td><td>1 (x=0.01)</td></tr><tr><td>Extracted <em>C. edulis</em></td><td>3 (x=0.40)</td><td>3 (x=0.35)</td><td>2 (x=0.27)</td><td>2 (x=0.26)</td></tr></tbody></table>

<table><caption>Tab. 4: Average moisture content of wood blocks after 16 weeks of exposure to a fungal attack</caption><thead><tr><th rowspan="2">Sample</th><th colspan="4">Moisture content (%)<sup>a</sup></th></tr><tr><th><em>T. versicolor</em></th><th><em>P. sanguineus</em></th><th><em>R. placenta</em></th><th><em>C. puteana</em></th></tr></thead><tbody><tr><td>Beech control</td><td>50.3 ± 10.7</td><td>51.3 ± 4.9</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Pine control</td><td>-</td><td>-</td><td>49.0 ± 5.3</td><td>53.7 ± 6.7</td></tr><tr><td><em>C. edulis</em></td><td>27.4 ± 0.9</td><td>27.1 ± 1.1</td><td>20.8 ± 1.0</td><td>25.7 ± 1.8</td></tr><tr><td>Extracted <em>C. edulis</em></td><td>45.0 ± 4.4</td><td>40.9 ± 3.6</td><td>32.7 ± 8.0</td><td>43.5 ± 7.7</td></tr></tbody></table>

The *GC-MS* analysis is shown in Tab. 5

<table><caption>Tab. 5: Compounds identified by GC-MS and their relative abundance relative to Total Ion Current (TIC)</caption><thead><tr><th>Solvent</th><th>Retention time (min)</th><th>Compound</th><th>Abundance(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="6">Dichloromethane</td><td>22.64</td><td>Tetracosanoic acid</td><td>20</td></tr><tr><td>25.31</td><td>Hexacosanoic acid</td><td>54</td></tr><tr><td>27.68</td><td>Docosanoic acid</td><td>5</td></tr><tr><td>29.68</td><td>Unknown</td><td>11</td></tr><tr><td>33.74</td><td>Unknown</td><td>11</td></tr><tr><td>16.09</td><td>Gallic acid</td><td>53</td></tr><tr><td rowspan="6">Acetone</td><td>20.31</td><td>Unknown</td><td>3</td></tr><tr><td>21.38</td><td>Unknown</td><td>4</td></tr><tr><td>22.73</td><td>Unknown</td><td>6</td></tr><tr><td>24.46</td><td>Unknown</td><td>3</td></tr><tr><td>28.22</td><td>Ellagic acid</td><td>30</td></tr><tr><td>16.09</td><td>Gallic acid</td><td>20</td></tr><tr><td>Toluene/ethanol</td><td>28.29</td><td>Ellagic acid</td><td>80</td></tr></tbody></table>

<footnote><sup>a</sup> Values represent means of 3 replicates ± standard deviation.</footnote>

<footnote><sup>a</sup> Values represent means of 3 replicates ± standard deviation.</footnote>

<footnote><sup>a</sup> 1= Very Durable; 2= Durable; 3= Moderately Durable; 4= Weakly Durable; 5= Non Durable</footnote>

<footnote><sup>a</sup> Values represent means of 3 replicates ± standard deviation</footnote>
**Inhibition of fungal growth by extracts.** Fractions extracted with dichloromethane had lower antifungal properties as demonstrated by the weak inhibition of fungal development (Fig 5). Acetone, toluene/ethanol and water extracts presented significant antifungal properties. Growth of brown rot fungi began only on the sixth day with R. placenta and on the eighth day for *C. puteana* at 500 ppm concentrations. The higher concentrations (1000 ppm) completely inhibited mycelial growth. *P. sanguineus* did not start growing until the fifth day at 500 ppm and the sixth day at 1000 ppm. *T. versicolor* growth at 500 ppm and 1000 ppm started on the third day. Acetone, toluene/ethanol and aqueous fractions inhibited growth of the brown rot fungi more than the white rot fungi. Oxidizing enzymes such as laccases and peroxidases excreted by white rot fungi may be capable of degrading phenolic compounds such as extractive substances.

<figure><img src="image_55.png" /><figcaption>Fig 5. Activity of extracts on the growth of the different fungi:
(a) *Rhodonia placenta*; (b) *Coniophora puteana*; (c) *Trametes versicolor*; (d) *Pycnoporus sanguineus*.</figcaption></figure>

## Conclusions

The effect of extractives on the natural durability of *C. edulis* baill was studied in Petri dishes on extracts free or not heartwood blocks exposed to different brown rot and white rot fungi. Mass losses recorded on the extracted blocks were much greater than those measured on the non-extracted blocks indicating clearly the effect of extractives on wood natural durability. With mass losses lower than 2% after 16 weeks exposure to the fungi, this species can be classify as “very durable”, allowing to design utilisation as construction wood for indoors or outdoors applications by local populations as an alternative to wood shortage in Gabon. Growth inhibition tests have shown that at concentrations above 500 ppm, most of the extracts presented an important fungistatic effect on the growth of white rot and brown rot fungi and completely inhibited the last ones growth inhibition at 1000 ppm. GC/MS and FTIR analysis indicated the presence of different polyphenolic compounds like gallic acid, ellagic acid and tannins, which may explain in great part natural durability of this species to fungi.

## References

AGEOS (2016) Report on the state of satellite coverage of the Gabonese forest heritage. Agence Gabonaise d'Etudes et d'Observations Spatiales/Gabonese Agency for Space Studies and Observations, Libreville

Aloui F, Ayadi N, Charrier F, Charrier B (2004) Durability of European oak (*Quercus petraea* and *Quercus robur*) against white rot fungi (*Coriolus versicolor*): relations with phenol extractives. Holz Roh Werkst 62:286-290.